平成 28 年度

冷媒管理技術向上支援事業(フロン排出抑制法施行に基づく業務用冷凍空調機器に係る管理技術の向上等に関する技術講習事業)報告書

平成 29 年 3 月

目次

１．事業概要１）事業目的２）事業内容３）業務実施体制

２．冷凍空調機器の施工技術に係る「銅管ろう付技術講習会」
１）「施工技術の手引き」の作成
２）講師事前説明会の実施結果
３）銅管ろう付技術講習会の開催計画
４）銅管ろう付技術講習会の実施結果
５）アンケート実施
６）受講修了者の年代別と実務経験年数別構成表の作成
７）考察･成果・課題

資料編
１．製本版「施工技術の手引き」文献データ
２．銅管ろう付技術講習会実習要領書 文献データー

１．事業概要
１）事業目的
冷凍空調機器の冷媒等として使用されるフロン類は、地球温暖化係数が高く、特に HFC 等の代替フロン類は気候変動枠組条約に基づく温暖化対策における削減対象物であり、オゾン層破
壊物質のような生産・消費規制が存在しないため、大気中への放出を抑制する必要がある。
平成 27 年 4 月より施行された、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律案（以下、「フロン排出抑制法」という。
）」では、新たにフロン類及びフロン類使用製品の製造段階における規制、業務用冷凍空調機器の使用段階におけるフロン類の漏えい防止対策等を講じ、フロン類のライフサイクル全般にわたる抜本的な対策を推進するための措置が規定されている。
また、機器を使用するユーザーに対しても当該機器の使用に際して取り組むべき措置について判断の基準に基づく取組が求められている。ユーザーにおける機器の適正管理を促進し、また、機器の設置段階における冷媒漏えいを生じさせないためには、当該機器の施工技術の向上
による信頼性の確保が必須であり、適正な機器施工が行われた上で適正管理が行われることが、
フロン排出抑制法を効果的な制度とするために必要不可欠である。
よって、業務用冷凍空調機器からのフロン類の漏えい防止対策を講ずることにより機器の省エネルギーを実現し、省エネ及びフロン類の排出削減を実現するため、多種多様な業務用冷凍空調機器を使用する幅広い施工者に対し、冷媒フロン類の漏えいを生じさせない適切な施工技術の向上のための技術及び法令の周知等に関する普及促進事業を行う。
２）事業内容フロン類の大気放出を抑制すべく、業務用冷凍空調機器の設置現場での施工を扱う施工業者に対し、フロン排出抑制法の法目的及び概要を含め、機器施工において漏えい防止につながる
重要な施工技術について、座学及び実技による講習を実施する。
なお、具体的な講習内容は以下を予定しているが、実施に際しての具体的な内容は、経済産
業省製造産業局化学物質管理課オゾン層保護等推進室と協議の上決定する。
①実施内容
今般のフロン排出抑制法の改正に至った背景・概要を含めフロン類の漏えい防止対策を講じる必要性、漏えい防止に特に注意すべき施工技術（冷媒配管のろう付け等の溶接技術等）、フ
ロン類からの転換が期待されている CO2 を使用した機器の施工方法等について、座学により講習を行う。加えて、座学により講習を行った施工技術について、実技講習として、実際の現場を想定した３パターン以上のろう付け方法、異種金属におけるろう付け、CO2 冷媒を考慮した配管施工等を実施する。
また、受講者に対して実施内容及び習熟度合いに関するアンケートを実施し、集計・分析を行い、講習内容の課題等について検討を行う。
３）業務実施体制
次ページ参照３）業務実施体制

業務統括

南雲 誠

業務統括補・講習主担当

坂口正友

講習担当
大沢 勉

坂口正友（兼）水迫千尋（兼）

井澤秀昭

河西詞朗

関戸友廣※

阿部政明※

坂井彰儀※

事務担当

経理等主担当

木下洋子※

水迫千尋

経理等担当

細川琴美
※印 委託事業契約後採用●当会正会員（全国 33 構成団体）
講習会会場の手配、受講者募集、講習会当日の運営に協力
都道府県との連携協力●都道府県
受講者募集の告知●ポリテクセンター（職業訓練校）
講習会会場、受講者募集の告知の協力●(一社)日本冷凍空調工業会
教材提供、受講者募集の協力

２．冷凍空調機器の施工技術に係る「銅管ろう付技術講習会」
１）「施工技術の手引き」の作成
講義資料として、平成 26 年度冷媒管理技術向上支援事業で作成した「施工技術の手引き」をもとに、フロン排出抑制法に関する一部の記載について、最新の情報に修正した上で活用した。
※「施工技術の手引き」とは、個々の施工技術者が有する冷凍空調機器の適切な施工技術等（冷媒配管のフレア接続その他溶接技術等の漏えい防止のための重要なポイント等）について、一般の施工業者が陥りやすいミス及び注意点、施工業者が認識すべき施工技術について、整理・分析を行い、写真やイラストを用いて作成したテキスト。
① 座学用のサブテキストとして、「平成 27 年度高圧ガスの周知文書」を追加して酸素･アセチレンの取扱い上の注意事項及び作業時の事故事例を記載し講義に取り入れた。
②実技用のサブテキストとして、「銅管ろう付技術講習会実習要領書」を作成し、漏えい防止対策で特に注意すべきろう付施工技術について、下記に通りに示す
実技実習作業とした。
③各作業終了後に、ろうの浸透確認として「ろう付け部浸透評価表」に自己評価を記入して、次の作業に進むようカリキュラムに組み込んだ。
作業 1：1 インチ銅配管とソケットのろう付け及びろうの浸透確認
・冷凍空調設備の冷媒配管の銅管で多く使用される口径の実習
作業 2：38.1ｍｍ銅配管とソケットのろう付け及びろうの浸透確認
・ろう付作業の中で、加熱によるろうの浸透具合を判断出来る大口径の実習
作業 3：1 インチ銅配管と真鍮製ソケットの銀ろう付け及びろうの浸透確認
・冷媒制御用弁をイメージした異種金属とのろう付実習
作業 4：CO2 銅配管のろう付け及びろうの浸透確認
・今後普及が見込まれる自然冷媒 CO２用の肉厚銅管のろう付実習
作業 5：キャピラリーチューブのろう付け
・点検整備で想定される計装品のキャピラリーチューブと銅管のろう付実習
作業 6：前面（遮蔽板）からの銅配管のろう付け及びろうの浸透確認
・現場施工時や修理の場合に想定される障害物周りの銅管ろう付実習２）講師事前説明会の実施結果
講師対象者は、平成 26 年度経済産業省委託事業において実施した指導者研修会の修了者（全 91 名）及び当該研修の実技講師経験者（全 8 名）を中心に選定した。
全ての会場で、同等の内容で講習が出来るよう事前に講師向けの説明会を実施した。座学講義内容の確認、DVD による実習要領の説明等を中心に、1 日間で実施。
今年度計画の講師対象者として 64 名の内、説明会に 60 名の方に参加頂いた。
①開催地区、実施日、会場、参加者数について以下に示す。
表１．

講師事前説明会

開催地区

実施日

会場

参加者数

東日本

9 月 16 日

機械振興会館(東京)

34 名

西日本

9 月 21 日

マイドーム大阪(大阪）

26 名②講師事前説明会での講師アドバイザー委嘱対象者、技術アシスタント対象者の選定については、以下の 条件のもとに選定した。
イ）全国技能士連合会認定のマイスター（冷凍空気調和機器施工）
ロ）都道府県知事委嘱の冷凍空気調和施工技能検定試験技能検定員ハ）冷凍空調機器メーカーの研修所指導員ニ）冷凍空調設備会社の専門技術経験者
表２．

講師アドバイザー一覧

氏名

所属先

役職

選定

1

我妻 博

我妻冷温工業（株）

代表取締役

マイスター

2

阿部政明

日立アプライアンス（株）

清水空調本部

指導員

3

吉田昌史

日立アプライアンス（株）

清水空調本部

指導員

4

岡野公彦

静岡冷凍空調工業会

常務理事

技術経験者

5

狩野博之

細谷工業（株）

技術顧問

技術経験者

6

岡本 豊

岡本冷機工業（株）

代表取締役

マイスター

7

関戸友廣

菱冷サービス（株）

東京テクノセンター

技能検定員

8

坂井彰儀

日設連

技術部

技能検定員

② 平成 26 年度委託事業指導者研修修了者 91 名の方から、今回の技術講習会に講師として 64 名の方に各地区別会場、日程を調整して参加協力頂いた。
表３．講習会講師一覧

３）銅管ろう付技術講習会の開催計画① 開催場所の選定
全国 28 ヶ所の会場選定については、平成 26 年度に実施した指導者研修会の開
催会場に併せて、独立法人高齢･障害･求職者雇用支援機構（ポリテクセンター）、
県職業能力開発協会、県立高等技術専門校、民間研修センター、日設連の構成団体会員会社等を対象に以下の条件を留意し、検討選定した。
イ）座学のための研修室と、ろう付実習のための作業場を併設した施設である
こと。
ロ）2 日間連続で予約可能な施設であること。
ハ）ろう付実習作業の際、施設内の設備用具が利用可能なこと。
ニ）溶接機材等については、事前に仕様・台数を確保可能なこと。
溶接機材等のリストを作成し、現地調達品の事前準備に努めた。
ホ）溶接機材等の現地調達困難な場合に備え、備品として準備した。
②受講者の受講資格
受講者の受講資格は、主に以下に示す項目を満たす者を条件とした。
イ）冷凍空調機器の冷媒配管等のろう付けを含む施工実務経験が 3 年以上の者。
ロ）ガス溶接技能講習修了者。
ハ）現在施工業務に従事しており、今後も当該業務に従事する予定の者。
ニ）所属会社の推薦による者。

③受講者の募集方法
受講者募集については、日設連のホームページに「現場施工の社員教育を応援！」のチャッチコピーで募集を実施した。また、経済産業省のホームページ
からもリンク出来るよう対応協力頂いた。業界紙の空調タイムスに２回に渡り広告を掲載した。
また、全国の構成団体を通じて関係する企業、都道府県職業能力開発協会へも幅広く協力を依頼した。受講者が確定後各会場での開催前に、受講者のリスト
を経済産業省オゾン層保護等推進室に報告した上で実施した。
④その他
講習会カリキュラムの作成については、平成 26 年度実施した指導者研修会の実績を参考にして、2 日間の構成で座学・実技の時間配分を検討した。
尚、参加費は無料とし、交通費、食費、宿泊費については自費としている。
表４．

日設連ホームページ掲載募集案内

表５．空調タイムス誌広告掲載

表６．技術講習会カリキュラム

４）銅管ろう付技術講習会実施結果
全国 28 ヶ所で開催し、1 ヶ所の講習に対して定員 12 名程度で目標 300 名の受講者を想定し計画実施した。開催地区によっては、応募者の募集状況に非常にバラツキがあり、定員割れの会場も発生したため、関係先へ積極的に呼びかけた。
最終結果として、28 ヶ所開催の受講者応募総数 343 名だった。当日、業務上の都合や病気等で欠席あり、結果として 2 日間の受講修了者は 308 名となった。
表７．会場別受講申込・修了者数

①技術講習会のカリキュラムによる座学、実習状況は、以下の写真を参照。

1 日目 講義

1 日目、2 日目

2 日目 キャピラリーチューブろう付け

2 日目

ろう付け加工部の切断

ろう付け加工部切断面の浸透確認

グループディスカッション

修了証授与式

銅管ろう付け

遮蔽板による前面ろう付け

②ろう付加工切断面のろう付浸透評価
ろうの浸透確認として「ろう付部浸透評価表」に自己評価を記入
表８．ろう付部浸透評価表

③２日間の技術講習会受講者には、受講修了の証として日設連発行の終了番号記
載の修了証を発行し、当日の講師リーダーから受講者へ手渡した。
表９．修了証フォーマット

５）アンケート実施①技術講習会修了後に講習会講義内容、実技内容の理解度等をアンケートにより調査集計した。
表１０．アンケート用紙

表１１．アンケート用紙裏面

②技術講習会の講義内容について、座学･実技実習の理解度集計結果を以下の通り示す。
表１２．技術講習会理解度集計表及び円グラフ

③アンケート集計結果概要

28 ヶ所の受講者のアンケート結果から、座学・実技実習全体を通して概ね満足の評価であったが、CO2 冷媒機器に関する基礎知識については普段の作業でなじみがないせいか、よく分からず不満足な回答もあった。各講義の主な記入回答を以下に列記した。
イ）フロン排出抑制法
良かった点
・フロンについての概要など学ぶことが出来ました。
・ポイントが要約されていて大事な箇所が分かり易かった。
・パンフレットを用いてユーザーへの説明等が出来る講義が聞けて良かった。
・テキストだけでなく自分の経験を用いて説明していたのがとても良かった。

改善した方が良い点
・簡易点検をどのようにしたら良いかの説明が少なかった。
・抑制法になってからのフロンの漏洩量や良い結果なども参考にしたかった。

ロ）安全衛生とろう付知識
良かった点
・溶接作業の前に何を意識し注意するか再認識した。
・今まで浸透を意識していなかったので、これからは注意して出来そうです。
・事故の危険性が前面に出ているのが良かった。
・自分の安全だけで無く、作業に対する安全にも気を配るようして行きたい。

改善した方が良い点
・事故事例等、現場での話や注意点など発展した話が聞ければ良かったと思います。
・もう少し例をいれて説明して頂くともっとわかり易いと思います。

ハ）CO2 冷媒機器に関する基礎知識
良かった点
・予備知識として良い勉強になりました。
・将来を見越した学科で興味深い講義でした、これからも続けてほしいと思います。
・CO2 冷媒機器の設置工事・メンテナンス等における注意点を聞けて良かった。

改善した方が良い点
・少し難しく感じたので時間が短いと感じた。
・もう少し CO2 機器の展望を教示してほしかった。
・CO2 冷媒を使った機器を触ったことが無かった為、いまいち理解出来なかった。

ニ）実技実習良かった点
・実績有る講師の方々にアドバイスや指導して頂けた事で学ぶことは多かったです。
・メーカーの教育よりも詳しく指導してくれてとても良かったです。

・切断して断面を見る機会が無かったので参考になりました。
・内容も充実しており実務に近い環境で良かったと思います。
・今まで自己流でやってきたことが今回の講習で勉強不足と言うことがわかった。
・普段扱わないサイズの配管などの実習だったのでとても参考になった。

改善した方が良い点
・講師の方の実演を見せてもらいたい。
・気密試験を一度くらいしたらどうか。
・遮蔽版使用のろう付作業の回数を増やしてほしい。

ホ）現場作業の中で参考となる作業・エキスパンダーで拡管しての溶接。
・ピンホール（穴あき）の修理の溶接作業。
・濡れたウエスで養生した状態での溶接作業。
・高所での横付け作業。

へ）経験上ガス漏れ箇所の多いと思われる部位について・フレア溶接加工部。
・狭い場所での裏側で、鏡で確認しないといけない場所。
・配管と配管の振動やこすれによる所。
・エアコン分流管の成形部の薄肉部分。

ト）要望事項・毎年 1 回は技術講習会をして頂きたいと思います。社内でも展開して行きたい。
・通常遮蔽版は現場では燃やしてはいけない所なので養生の仕方等の指導もほしい。
・CO2 配管の練習をもっとしたかった。
・有償にてもこのような講習会があれば、参加させて頂きたいです。
・今回の技術講習修了カードが有れば、ユーザーに対して安心材料となると思います。
・出来れば日曜日は避けて、平日の講習会開催を希望します。
・遮蔽版の場合は、溶接バーナーは普段使用しているような形で使用したい。
・現場で使用している 2 分管、3 分管の配管でも実習出来ると為になると感じた。
・社内においてもこのような研修を取り入れたいと思います。
・もう少しやりにくい場所が現場では多いので、もっとやりにくい溶接を実習希望。

６）受講修了者の年代別と経験年数別構成表の作成
受講修了者 308 名の年代別構成及び実務経験年数を 5 段階に分けて以下に示した。
年代別には 30 才代の中堅受講者が 35％を占めた。実務経験年数では 11 年～20 年の受講者が 25％で、次いで 3 年未満の受講者が 22％とバランスの取れた構成であった。
表１３．年代別受講者構成、経験年数別受講者構成

７）考察・成果・課題○考察①座学のテキスト「施工技術の手引き」については、平成 26 年度経済産業省委託事業で作成した文献をもとに、資料編として「CO2 冷媒を使用した機器に関する基礎知識」を本書に組み込み座学で使いやすく編集した。また、26 年度実施した指導者研修会で研修したろうの浸透状態の切断面評価を、写真入りで追加し講義にて活用出来るよう考慮した。
②フロン排出抑制法に関する一部の記載内容については、最新の資料として写真や表を含む内容に変更した。
③実技実習のサブテキスト「銅管ろう付技術講習会実習要領書」については、現場作業において漏えい防止対策で特に注意すべきろう付施工技術の作業方法について CO2 用配管ろう付けを含む 6 パターンの作業を解りやすくまとめ、また作業手
順の動画を作成し併せて受講者が理解出来るよう準備した。
④昨年の実技講習での理解度を深めるため、ろう付部の浸透評価方法について「ろう付部浸透評価表」を作成し、各作業終了後に自己評価しながら次の作業に生かせるようカリキュラムに組み入れた。
⑤講師事前説明会については、平成 26 年度指導者研修会修了者から昨年に続き 64
名の参加協力頂き、全国 2 ヶ所の会場で開催した。座学・実習内容が統一出来るよう座学講義内容の確認、DVD による実習要領の説明等を中心に、1 日間で実施。
⑥技術講習会場の選定については、平成 26 年度指導者研修会及び平成 27 年度技術講習会の選定条件と実施した会場の実態を考慮して、28 ヶ所開催場所の選定に取組み、特に実技実習場の確保と溶接機材の借用有無を重要視した。日設連の構成団体から開催希望地区を募りスケジュール調整した。候補先の調査を行いながら関係先と日程調整と併せて実施し、全国技能検定会場の施設も考慮して選定した
結果、ポリテクセンター9 ヶ所、県能力開発協会・高等専門校 13 ヶ所、民間企業
6 ヶ所の会場が確保出来た。
⑦受講者募集については、対象者を昨年同様冷媒配管の施工実務経験が 3 年以上あり、ガス溶接技能講習修了者で、所属会社の推薦による事とした。募集は、業界
新聞の空調タイムス、日設連のホームページ、関係する企業、業界団体（日設連の構成団体）等を通じて実施した。募集人数は昨年のキャンセル等の経験を踏ま
え定員 10 名から 12 名に変更して募集した。
⑧溶接機用工具類の手配については、28 ヶ所会場への移動搬送を考慮して、同時 2ヶ所開催を想定し 3 セット準備した結果各会場で支障なく運用出来た。

○成果①昨年度に引き続き、本事業の大きな目的でもある「ろう付配管施工技術」の向上について、「実技」については、「ほぼ満足」を含めると 100%の方が「満足」と回答しており、実技講習の方法について、高い評価を得た。
②受講応募者については、受講者は 308 名と予定人数 300 名を超えて講習会を開催できた。また、昨年度の受講者 404 名と合わせて各自が自社に戻り、講習内容を広めることから普及効果はさらに数倍になる見込み。
③平成 26 年度指導者研修会・平成 27 年度技術講習会での経験を踏まえ作成したテキストを使用したこと。サブテキストとして「銅管ろう付技術講習会実習要領書」を作成したこと。そして、作業内容の DVD を作成し実習前に放映して説明したことにより、より実践に則した講義ができ、そのまま、実技にスムーズに移行できたことにより、受講者にとっては、講習の内容について、より理解を深めることができた。
④サブテキストとして「平成２７年度高圧ガスの周知文書」等を追加し、作業中の注意事項や事故事例についてイラストを多用して説明するなどの工夫により、受講者に安全について周知するこことができ、理解を深めることができた。その結果、事故無く講習会を終了することができた。
⑤昨年度に引き続き今年度の委託事業においても、フロン排出抑制法の普及活動継
続の為の、冷媒配管のろう付施工技術向上の研修指導候補者 91 名の中から講師として 64 名の参加者を確保出来た事を始め、講習カリキュラムの作成において施工経験者含め関係者との事前リハーサルを行い完成させたこと、また講習機材の運用について関係先の協力体制が整い、会場施設選定についても地域別に情報提供が得られた等、計画立案の蓄積が出来た。

○課題①冷媒漏えい防止施工技術の着実な普及活動を継続させる為、将来に向けたろう付施工の技術レベル確保の支援体制構築。

ま

え

が

き

このテキストは、フロン冷媒に係わる最重要課題である冷媒の管理について、施工作業者の技術力アップ並びに後継者の育成を推進し、温暖化防止に貢献することを目的に、経済産業省の委託事業「冷媒管理技術向上支援事業」
において、冷凍空調設備機器に係る適切な施工管理に関する研修のために作成したものです。
内容は一般社団法人日本溶接協会ろう部会発行の「銅配管ろう付マニュア
ル」と一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会「冷凍空調設備の冷媒配管工事−施工標準−」を参考に編集したものとなっています。平成27年４月にフロン排出抑制法が施行されるに伴い資料編にCO2冷媒を使用した機器に関する基礎知識を追加するなど、一部、改訂致しました。
このテキストをご利用いただく受講者の方は講習終了後に行政が実施する
人材育成活動にご協力いただき、講習で得られた技術の普及に努めていただ
くよう、節にお願い申し上げます。
また、冷凍空調設備の施工事業者の方々はもとより、保守サービス事業者の方々並びに冷凍空 調機器を管理されておられるユーザーの方々も、こうした取組にご理解とご協力ご支援を 賜りたく、よろしくお願い申し上げます。
最後に、原案作成にご尽力頂いた日本溶接協会、日設連関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。
平成28年８月
一般社団法人

日本冷凍空調設備工業連合会

目

次

まえがき
第１章

配管施工の基礎知識 ..............................................................................................................................................1

1．冷媒配管施工３原則 ......................................................................................................................................................1
1.1

乾燥 ...................................................................................................................................................................................1

1.2

清浄 ...................................................................................................................................................................................1

1.3

気密 ...................................................................................................................................................................................1

2．配管施工の要求事項 ......................................................................................................................................................3
3．冷媒漏えい防止の考え方............................................................................................................................................3
4．安全衛生管理.......................................................................................................................................................................3
5．関連法規 .................................................................................................................................................................................5
5.1

高圧ガス保安法 ........................................................................................................................................................55.2

フロン排出抑制法................................................................................................................................................ 14

5.2.1

フロン排出抑制法の概要 ...................................................................................................................... 145.2.2

改正された主な内容 ................................................................................................................................. 175.2.3

行程管理制度 ................................................................................................................................................. 24

第２章

銅管配管の施工 ...................................................................................................................................................... 25

1．配管系統の設計 .............................................................................................................................................................. 25
1.1

銅管の仕様 ................................................................................................................................................................ 25

1.2

管継手の仕様 .......................................................................................................................................................... 27

1.2.1

フレア管継手 ................................................................................................................................................. 28

1.2.1.1

フレア管継手端部の形状・寸法 ............................................................................................. 28

1.2.2

銅合金ろう付けソケット管継手 ...................................................................................................... 30

1.2.3

ろう付け管継手 ............................................................................................................................................ 31

1.2.3.1

ろう付け管継手の形状・寸法 .................................................................................................. 31

1.2.3.2

ろう付け管継手の寸法及びその許容差 ............................................................................. 33

1.2.4

冷媒用管フランジ....................................................................................................................................... 37

1.2.5

ビル用マルチ室内機用分岐管継手及び室外機用連結管継手 ..................................... 39

1.3

配管設計 ..................................................................................................................................................................... 40

1.3.1

設計留意事項 ................................................................................................................................................. 40

1.3.1.1

合流／分岐.............................................................................................................................................. 40

1.3.1.2

膨張収縮防止 ........................................................................................................................................ 41

1.3.2

吐出しガス配管 ............................................................................................................................................ 42

1.3.2.1

管径 .............................................................................................................................................................. 43

1.3.2.2

立上がり管.............................................................................................................................................. 43

1.3.3

吸込み蒸気配管 ............................................................................................................................................ 44

1.3.3.1

管径 .............................................................................................................................................................. 45
─i─

1.3.3.2
1.3.4

液配管.................................................................................................................................................................. 46

1.3.4.1

フラッシュ防止 ................................................................................................................................... 46

1.3.4.2

液管ループ.............................................................................................................................................. 47

1.3.5
1.4

室内外ユニット間配管 ............................................................................................................................ 47

冷媒系統部品の仕様 .......................................................................................................................................... 47

1.4.1

止め弁（銅管用）......................................................................................................................................... 48

1.4.1.1
1.4.2

JIS規格による止め弁 ...................................................................................................................... 48

膨張弁.................................................................................................................................................................. 49

1.4.2.1

構造例 ........................................................................................................................................................ 49

1.4.2.2

選定 .............................................................................................................................................................. 50

1.4.2.3

取付け上の留意事項 ........................................................................................................................ 50

1.4.3

電磁弁.................................................................................................................................................................. 51

1.4.3.1

直動式電磁弁 ........................................................................................................................................ 51

1.4.3.2

パイロット式電磁弁 ........................................................................................................................ 51

1.4.4
1.5

油戻りの確保と液バック防止 .................................................................................................. 45

冷媒フィルタ ................................................................................................................................................. 52

配管の支持 ................................................................................................................................................................ 53

1.5.1

配管支持設計 ................................................................................................................................................. 53

1.5.1.1

支持設計の要点 ................................................................................................................................... 53

1.5.1.2

管の膨張による応力 ........................................................................................................................ 53

1.5.1.3

固定点の応力 ........................................................................................................................................ 54

1.5.2

施工上の留意点 ............................................................................................................................................ 54

1.5.2.1

配管の伸縮量 ........................................................................................................................................ 54

1.5.2.2

支持間隔 ................................................................................................................................................... 54

1.5.3

支持金具の種類 ............................................................................................................................................ 55

1.5.4

横走り管、立て管....................................................................................................................................... 61

2．配管の加工 ......................................................................................................................................................................... 64
2.1

工具の互換性（R22/R407C/R404A/R410A）................................................................................. 64

2.2

パイプの切断 .......................................................................................................................................................... 64

2.3

切断面仕上げ .......................................................................................................................................................... 66

2.4

曲げ加工 ..................................................................................................................................................................... 66

2.5

バリ取り ..................................................................................................................................................................... 67

2.6

フレア加工 ................................................................................................................................................................ 67

2.7

ろう付け接続部加工 .......................................................................................................................................... 71

2.8

ブロー........................................................................................................................................................................... 72

2.9

配管養生 ..................................................................................................................................................................... 72

3．溶接 ......................................................................................................................................................................................... 73
3.1

ろう付........................................................................................................................................................................... 74

3.1.1
3.2

ろう付作業目的 ............................................................................................................................................ 74

安全衛生 ..................................................................................................................................................................... 75
─ ii ─

3.2.1

作業に必要な資格....................................................................................................................................... 75

3.2.2

服装及び安全用具....................................................................................................................................... 75

3.2.3

その他.................................................................................................................................................................. 75

3.2.4

アセチレン溶接装置 ................................................................................................................................. 76

3.2.5

酸素容器の取扱い方 ................................................................................................................................. 77

3.2.5.1

使用上の注意事項 ............................................................................................................................. 77

3.2.5.2

異常時の処置 ........................................................................................................................................ 77

3.2.6

溶解アセチレン容器の取扱い方 ...................................................................................................... 78

3.2.6.1

使用上の注意事項 ............................................................................................................................. 78

3.2.6.2

異常時の処置 ........................................................................................................................................ 78

3.2.7

アセチレンガスの性質ならびに危険性 ...................................................................................... 79

3.2.8

アセチレンの危険性 ................................................................................................................................. 79

3.3

用語の説明 ................................................................................................................................................................ 80

3.4

ろう付の知識 .......................................................................................................................................................... 81

3.4.1

ろう付の定義 ................................................................................................................................................. 81

3.4.2

ろう付の特徴 ................................................................................................................................................. 81

3.4.3

ろう付におけるぬれ及び毛管現象 ................................................................................................. 82

3.4.3.1

ぬれ現象 ................................................................................................................................................... 82

3.4.3.2

毛管現象 ................................................................................................................................................... 82

3.4.4

3.4.4.1

りん銅ろう.............................................................................................................................................. 84

3.4.4.2

銀ろう ........................................................................................................................................................ 85

3.4.4.3

ろうの規格.............................................................................................................................................. 86

3.4.4.4

主なろうの特性比較 ........................................................................................................................ 87

3.4.5

3.5

ろう ....................................................................................................................................................................... 84

フラックスの働き....................................................................................................................................... 88

3.4.5.1

銀ろう及びりん銅ろう用フラックス .................................................................................. 88

3.4.5.2

りん銅ろうの自己フラックス作用........................................................................................ 88

3.4.5.3

フラックスの選択と使用方法 .................................................................................................. 89

加熱機器 ..................................................................................................................................................................... 89

3.5.1

加熱機器の種類と選択 ............................................................................................................................ 89

3.5.2

酸素アセチレン炎における炎の性質 ........................................................................................... 92

3.5.3

トーチ及び火口 ............................................................................................................................................ 93

3.5.4

火口番号とガスの圧力調整 ................................................................................................................. 95

3.5.5

着火及び炎の調整....................................................................................................................................... 95

3.6

器具類........................................................................................................................................................................... 96

3.7

窒素ブロー ................................................................................................................................................................ 983.8

検査作業 ..................................................................................................................................................................... 98

3.9

りん銅ろう付継手部の品質基準 .............................................................................................................100

4．配管のブロー..................................................................................................................................................................101
5．配管組付け .......................................................................................................................................................................102
─ iii ─

5.1

フレア接続 ..............................................................................................................................................................1025.2

フランジ接続 ........................................................................................................................................................103

第３章

気密試験、真空乾燥、冷媒の充てん ...................................................................................................104

1．気密試験（加圧漏えい試験）..............................................................................................................................104
1.1

試験方法 ...................................................................................................................................................................104

1.2

漏れ箇所の確認方法 ........................................................................................................................................105

２．真空乾燥（真空引き）............................................................................................................................................105
2.1

真空ポンプの選定..............................................................................................................................................1062.2

真空引きの手順 ...................................................................................................................................................106

2.3

作業時の留意事項..............................................................................................................................................107

3．冷媒充てん .......................................................................................................................................................................108
3.1

作業前の確認事項..............................................................................................................................................108

3.2

充てん方法 ..............................................................................................................................................................1083.2.1

HFC冷媒充てん時の制約....................................................................................................................1083.2.2

液相充てんの方法と注意事項..........................................................................................................108

3.2.3

システム内への冷媒充てん方法 ....................................................................................................109

3.2.4

記録 .....................................................................................................................................................................110

第４章

ろう付実習作業 ....................................................................................................................................................111

1．ろう付作業の前準備 .................................................................................................................................................112

2.

1.1

使用材料の確認 ...................................................................................................................................................112

1.2

使用工具の確認 ...................................................................................................................................................112

配管の加工 ......................................................................................................................................................................1132.1

寸法取り ...................................................................................................................................................................113

2.2

切断 ..............................................................................................................................................................................114

2.3

バリ取り（面取り）...........................................................................................................................................116

2.4

接合部の清掃及び磨き ...................................................................................................................................117

2.5

フラックスの塗布..............................................................................................................................................118

2.5.1

フラックスを使用する場合の判断基準 ....................................................................................118

2.5.2

フラックスの塗布作業 ..........................................................................................................................118

2.6
3.

組み立て ...................................................................................................................................................................120

ろう付作業 ......................................................................................................................................................................1213.1

加熱機器の選択 ...................................................................................................................................................1213.2

銅管サイズとトーチ及び火口の選択 ..................................................................................................1213.3

銅管サイズとろうの使用量 ........................................................................................................................123

3.4

炎の当て方 ..............................................................................................................................................................124

3.5

配管姿勢とろう付順序 ...................................................................................................................................125

3.6

予熱、加熱及び差しろうの要点 .............................................................................................................126

3.6.1

予熱 .....................................................................................................................................................................126
─ iv ─

3.6.23.7

加熱及び差しろう.....................................................................................................................................128

銅管サイズ別ろう付要領 .............................................................................................................................1313.7.1

銅管サイズ8A 〜 15A（1/4B 〜 1/2B）のろう付要領 .................................................1313.7.2

銅管サイズ5/8B 〜 32A（5/8B 〜 1･1/4B）のろう付要領.......................................1373.7.3

銅管サイズ40A 〜 150A（1･1/2B 〜 6B）のろう付要領 ...........................................142

3.8

銀ろう及びフラックスを使用する場合のりん銅ろう付要領 ............................................146

3.9

後処理.........................................................................................................................................................................148

4．試験・検査 .......................................................................................................................................................................149
5．銅配管ろう付のポイント.......................................................................................................................................153
5.1

作業者の資格 ........................................................................................................................................................153

5.2

ろう及び加熱源の選択 ...................................................................................................................................1535.3

銅管サイズとろう付作業の基本 .............................................................................................................154

5.4

差しろう時の注意..............................................................................................................................................1545.5

外観試験と補修ろう付 ...................................................................................................................................1555.6

自動弁類ろう付時の注意 .............................................................................................................................156

5.7

直角継手 ...................................................................................................................................................................156

資料編
1．銅管サイズ別ろう付ノウハウ
1-1 〜 1-4 ...............................................................................................................................................................................1582.

事故事例1）アセチレン溶接器事故事例 ............................................................................................................................1682）酸素容器（ボンベ）関連の事故事例 ......................................................................................................1693）その他の事故事例 .................................................................................................................................................1703.

冷媒漏えい箇所集計 ................................................................................................................................................1714.

CO2冷媒を使用した機器に関する基礎知識...........................................................................................1725.

ろう付切断面評価 ......................................................................................................................................................199

引用文献 ..........................................................................................................................................................................................200

─v─

配管施工の基礎知識章

1．冷媒配管施工３原則
冷媒配管は、他の建築設備配管とは異なる特別な注意が必要である。この注意を怠るとトラブルの原因になる。
冷媒配管の施工に当たって、管内が「乾燥」
・「清浄」・「気密」であることの３点に細心の注意を払う必要がある。これを冷媒配管施工３原則という（図1.1）。

1.1

乾燥

冷媒配管内に水分が入ると、冷媒液中で遊離した水分がろう付けの隙間部分で低温時繰
り返し氷結し、接合箇所が剥がれ漏れが生じる。また、冷媒の循環を妨げ冷凍装置の能力を低下させたり、冷凍機油の加水分解や劣化が促進され、圧縮機の絶縁不良の原因になったりする。また、空気が侵入すると、侵入した空気が油を酸化させるだけでなく、空気と一緒に水分も入って障害となる。このため配管材料の保管は、通気（呼吸）による結露防止のため必ず両端をキャップで塞いだり、雨天の配管工事は避けるなどの注意が必要であ
る。

1.2

清浄

冷媒系統には、精密な機器や部品が使用されており、異物が入ると運転に支障が生じる。
施工中は、切粉、ろう材、フラックス、ウエスの糸屑、酸化皮膜などが管内に入りやすいので注意が必要である。

1.3

第 １

第１章

気密

冷媒配管は、高圧ガスが充てんされているので気密であることが基本である。特に配管接続部に漏れがないか十分に確認する必要がある。

図1.1

冷媒配管施工３原則① 配管中にゴミや水分を入れないこと（図1.2（a））
・配管接続終了まで、配管開口部は厳重に蓋をすること。

─1─

第１章

配管施工の基礎知識

・配管開口部はできるだけ横向きまたは下向きにすること。
② 雨の日の配管工事は、管端に必ずキャップを用いて行うこと。（図1.2（ｂ））③ 配管を直接地面に置かないこと。また、地面をこすらないこと。（図1.2（ｃ））④ 配管切断後のバリ取りは、配管を下向きにして行うこと。（図1.2（ｄ））⑤ 壁の貫通部に配管を通すときは、管端に必ずキャップを用いること。（図1.2（e））

図1.2

冷媒配管施工上の留意点

─2─

第１章

配管施工の基礎知識

2．配管施工の要求事項
現地で冷媒配管を施工する場合は下記の事項に留意しなければならない。
① 高圧ガス保安法、同施工規則、冷凍保安規則及び関係基準に定められた技術上の基準に適合しなければならない。
② 冷媒配管は装置の機能を阻害しないように潤滑油戻り、膨張、収縮及び振動を考慮し配管しなければならない。
③ 管は使用前に必ず内面を十分に清掃し、乾燥させる。清掃後は管端を適切な方法で塞ぎ、工事中に異物が侵入するのを防止する。
④ 取り外しの必要のある箇所にはフレア継手またはフランジ継手を使用する。但しフレ
ア継手は外径19.05mm以下の管に使用する。フランジ継手には厚さ1.5mm以下の非石
綿ジョイントシートをガスケットとして使用する。
⑤ 適切な箇所に支持金物を取り付ける。
⑥ 冷媒配管作業後、冷媒、冷凍機油を注入する前に必ず真空乾燥を行う。
⑦ 防火区画を貫通する冷媒配管の保温材は不燃材とし、不燃材で管周囲の隙間を埋める。

3．冷媒漏えい防止の考え方
冷凍空調機器の配管施工は、冷媒漏えい防止の観点で見ると、①「配管接続部を少なくする」、②「接続部は可能な限り溶接又はろう付けを用いる」ことによって漏えいを極小とするのが望ましい。溶接又はろう付け作業が困難な箇所での接続部や、点検・修理のための取り外しを前提とする機能部品の取付け部などは、従来はフランジ又はフレアを使用していた箇所であっても、可能な限り溶接又はろう付けを用いること。（資料編3参照）

4．安全衛生管理
冷媒は高圧ガスである（なお、低圧冷媒であるR245fa等もあり）。誤った施工・整備をすると重大な事故が発生する可能性があり、以下のことに注意が必要である。
（１）空調機器の設置や移設の場合、表示されている冷媒以外のガスを絶対に使用しないこと。また、空気などの不凝縮ガスを混入させないこと。異なる冷媒や空気などが混入すると、冷凍装置が正常に機能しなくなり、最悪、冷媒系統内が異常となって破裂、けがなどの事故の原因となる。
（２）小部屋に機器を据え付ける場合は、万一冷媒が漏れても限界濃度（表1.1参照）を超えない対策が必要である。漏えいして限界濃度を超えると酸欠（酸素欠乏）事故の原因になる。労働安全衛生規則第585条第１項第４号では、関係者以外の立ち入り禁
止場所として、二酸化炭素濃度が1.5％を越える場所、酸素濃度が18％に満たない場
所等を指定している。
（３）屋内作業中に冷媒が漏れた場合を考慮して、あらかじめ換気設備を用意して使用する。また、冷媒が火気に触れると有毒ガスが発生する原因になる。
（４）気密試験は、窒素などの不活性ガスを使用し、所定の圧力で実施すること。酸素や
─3─

第１章

配管施工の基礎知識

アセチレンガスなどを使用すると爆発の原因となるので絶対に使用しないこと。
（５）設置工事・移設再設置は据付説明書に従って確実に行い、機器類等の改造は絶対にしないこと。据付に不備があると冷凍装置の異常や水漏れ、感電、火災などの原因
になる。
表1.1

冷媒ガスの加害性の区分と限界濃度

限界濃度

冷媒ガス
の種類

加害性
の区分

kg/m

kg/m3

R11

A1

0.3

50 000

R407B

A1

0.35

83 000

R12

A1

0.5

100 000

R407C

A1

0.31

87 000

R13

A1

0.5

100 000

R407D

A1

0.41

110 000

R13B1

A1

0.6

100 000

R407E

A1

0.4

100 000

R22

A1

0.3

80 000

R410A

A1

0.42

140 000

R23

A1

0.4

100 000

R410B

A1

0.43

140 000

R32

A2L

0.061

28 500

R413A

A1/A2

0.08

20 000

R114

A1

0.7

100 000

R417A

A1

0.15

34 000

R134a

A1

0.25

60 000

R500

A1

0.4

100 000

R401A

A1

0.3

80 000

R502

A1

0.45

100 000

R491B

A1

0.34

89 000

R507A

A1

0.49

120 000

R402A

A1

0.33

79 000

R508A

A1

0.22

53 000

R402B

A1

0.32

82 000

R509A

A1

0.56

110 000

R403B

A1

0.41

96 000

R404A

A1

0.48

120 000

R744
二酸化炭素

A1

0.07

40 000

R407A

A1

0.33

89 000参考冷媒ガス
ppm の種類

限界濃度

加害性
の区分

3

─4─

参考

ppm

第１章

配管施工の基礎知識

5．関連法規5.1

高圧ガス保安法（1）経緯

大正 11 年制定の「圧縮瓦斯及び液化ガス取締法」、昭和 26 年制定の「高圧ガス取締法」以来、高圧ガス保安行政は、法令に基づく「国の取締り」という行政主導の保安確保であり、規制強化を中心とした内容の見直しが行われてきました。しかし、規制緩和の第一歩として従来の「高圧ガス取締法」
から大幅な改正を行い「高圧ガス保安法」が平成 9 年 4 月 1 日新たに施行されました。

〈主な改正〉新（2）目的

旧○ 高圧ガス保安法

高圧ガス取締法○ フルオロカーボン

フロン○ SI 単位（MPa）（kg/cm2G）《法第 1 条》

高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並
びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もって公共の安全を確保する。
（3）高圧ガスの定義①《法第 2 条》

圧縮ガスの場合は、常用の温度または温度 35℃においてゲージ圧力が 1MPa 以上の状態になっている圧縮ガス②

液化ガスの場合は、常用の温度または温度 35℃においてゲージ圧力が 0.2MPa 以上になる液化
ガス
表 1.2

高圧ガスの温度と圧力範囲（4）高圧ガスの製造

高圧ガス保安法で言う製造とは、化学的意味の製造より広義であって圧縮、減圧等の圧力変化や、液化、気化等の相変化も高圧ガスの製造に含んでいます。高圧ガス保安法では次の場合が高圧ガスの製造に該当します。
─5─

第１章

配管施工の基礎知識①

高圧ガスでないガスが高圧ガスとなる場合②

高圧ガスが更に高い高圧ガスになる場合③

高圧ガスが圧力に低い高圧ガスとなる場合④

気状のガスが液状の高圧ガスとなる場合⑤

液状の高圧が気状の高圧ガスになる場合⑥

高圧ガスを容器等に充てんする場合（5）冷凍空調設備規模別による許可・届出等区分

冷凍空調設備は、その冷凍能力及び冷媒の種類により、許可・届出等の区分が決められています。
a）高圧ガス製造のための許可申請・届出等の手続き

図 1.3 に冷媒ガス種別規制体系一覧を示します。
表 1.3

許可・届出等の区分

b）手続きフロー

図 1.4 に第 1 種製造者、図 1.5 に第 2 種製造者の手続きフローを示します。
（6）法定冷凍能力の算定基準

冷凍保安規則第 5 条で、冷凍能力の算出基準が定められており、冷凍関係の諸規則の範囲を設備の大きさによって区分する場合は、1 日の冷凍能力トンで区分されています。
参考

冷暖房や冷却能力を表す日本トン（又は米トン）とは異なる。

─6─

第１章

図 1.3

冷媒ガス種別規制体系一覧

─7─

配管施工の基礎知識

第１章

配管施工の基礎知識

図 1.4

第一種製造者の手続きフロー

図 1.5

第二種製造者の手続きフロー

─8─

第１章

配管施工の基礎知識（7）高圧ガスの取り扱いに対する規制
1）取り扱いに対する規制の概要

高圧ガスの取り扱いに対する規制は、高圧ガスの取り扱いの種類、すなわち高圧ガスの製造、販売、貯蔵、輸入、移動、消費、廃棄等に応じて次の表に示す内容の規制が課せられています。

表 1.4

高圧ガスの取り扱いに対する規制内容

2）冷凍空調装置の設置基準①

火気及び可燃物が付近にないこと

冷凍設備は、火気設備のない室に設置すること。但し、表 1.5 及び表 1.6 に示す距離以上の場合
はこの限りでない。
＊ 1）耐火防熱壁の構造①

厚さ 1.5 mm 以上の鋼板②

鋼製の骨組みの両面に厚さ 0.6 mm 以上の鋼板を張り、20 mm 以上の空間を設けたもの③

厚さ 10 mm 以上の硬質の不燃材料で、強度の大きな構造のもの

表 1.5

冷凍設備と火気設備間の距離（フルオロカーボンの場合）

─9─

第１章

配管施工の基礎知識

表 1.6

冷凍設備と火気設備間の距離（アンモニアの場合）

表 1.7

火気設備の区分と火力の基準＊ 2）温度過昇防止措置の構造
耐久性のある不燃材料によって、すき間なく被覆し、火気の熱の影響を軽減することにより、その表面温度が火気のない場合より 10℃以上上昇しない構造b）警戒標

機械室の出入口等見易い位置に警戒標を掲げること。
3）高圧ガス容器

平成 9 年 4 月 1 日以降は、一般複合容器と再充てん禁止容器及び、登録容器製造者による形式承認を受けた容器に対する自主検査が認められ、外国の容器製造者にも登録及び形式承認が認められた。
①

容器検査

容器の製造又は輸入をした者は、経済産業大臣（500ℓ以下の容器については都道府県知事）、高圧ガ
ス保安協会又は指定容器検査機関が行う容器検査を受け、これに合格し、刻印又は標章が付されているものでなければ譲り渡したり、又は引き渡してはならない。ただし、高圧ガスの輸入届出をして輸入され、現にその高圧ガスが充てんされている容器は除く。
②

容器の刻印

容器が容器検査に合格した場合には、速やかにその容器に容器保安規則で定める刻印をしなければならない。容器の厚肉の部分の見やすい箇所（肩部など）に、明瞭にかつ消えないように、次の事
項をその順序で刻印する。なお、
容器証明書は、平成 3 年 12 月の高圧ガス取締法の改正で廃止された。
新法では容器の種類により刻印等の内容が変わっている。
共通のものとしては、
─ 10 ─

第１章

配管施工の基礎知識

・容器検査に合格した旨の記号及び検査実施者の名称の符号
・容器製造業者の名称又はその符号・充てんすべき高圧ガスの種類
平成 10 年 4 月 1 日以降の液化フルオロカーボンの新しい容器の刻印は、平成 10 年 3 月 27 日付
け省令第 28 号による改正により、耐圧試験圧力のレベル毎に以下の FC1、FC2、FC3 の 3 種類となった。
・容器の記号及び番号

表 1.8

新しい容器の耐圧試験圧力（省令第 28 号改正）

・内容積（記号 V、単位ℓ）・バルブ及び付属品（取り外しのできるものに限る）を含まない質量（記号 W、単位 kg）
・容器検査に合格した年月
・耐圧試験における圧力（記号 TP、単位 MPa）及び M

例 TP3.0M

・圧縮ガスを充てんする容器にあっては最高充てん圧力（記号 FP、単位 MPa）及び M（酸素、窒素などのガスを充てんする容器に刻印）③

容器、容器付属品の検査及び再検査製造された容器は、容器の区分に応じて次の各種の検査に合格しなければ使用することができない。
外観検査、内部検査、引張試験、衝撃試験、圧壊試験、溶接容器の溶接部に係る各種試験、破裂試験、耐圧試験、気密試験、断熱性能試験、高圧加圧試験。
容器及び付属品は、検査後下記に示す一定期間を経過したときや損傷を受けたときには、再検査を実施しなければならない。容器検査所として登録を受けた事業所で容器再検査及び付属品再検査を受け、合格したものでなければ使用できない。再検査に合格すれば、容器検査所により検査実施者の名称の照合と容器再検査及び付属品再検査の年月日が打刻される。容器再検査に合格しなかった容器は、その程度により格下げ又はくず化処分される。
容器再検査は、都道府県が行う容器検査所の登録を受けた者が行う。
なお、容器再検査が必要な期間は、表 1.9a の如くなる。

─ 11 ─

第１章

配管施工の基礎知識

表 1.9a

容器再検査の期間年数 -1

但し、平成 10 年 3 月 31 日以前に容器検査に合格した容器であって、平成 10 年 4 月 1 日以降最初に受ける容器再検査の期間については従前の（下表 1-9b）による。

表 1.9b

容器再検査の期間年数 -2

─ 12 ─

第１章④

配管施工の基礎知識

NRC 容器再充塡禁止容器のこと。通常のボンベと比べ、総重量が約 14㎏と軽量なので持ち運びが容易です。
容器の仕様としては、通常のボンベと同様のサイフォン管を内装しており、正立状態での液充塡ができます。
NRC 容器の取扱についても高圧ガス保安法の適用を受けます。
・再充塡や再使用することは禁止されています。
・転落、転倒等の粗暴な取扱はしないこと。
・直接日光を避け、容器の温度を 40℃以上にしないこと。
・火の中に入れないこと。
・使用後は残圧がない状態にし、産業廃棄物として処理すること。

（注意事項）
・空容器を不適切に廃棄した場合は、罰則が科せられる場合があります。
（使用後の空容器は販売元、または、販売元指定の回収業者に返却。または、産業廃棄物として処理。）
・販売している NRC 容器の冷媒には、一部粗悪な品質（混合比が規格外。不凝縮ガスが多い。規格以外のガスが含まれている。フロン以外の強燃性ガスが添加されている）が見られる。
・容器内の残ガスを大気放出すると温暖化等環境に悪影響を及ぼしますので、適切に回収・破壊する必要がある。
・残ガス回収が完了した空容器の廃棄は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 に従って、公認の産業廃棄物処理業者もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはその団体に委託して処理を行う必要がある。

─ 13 ─

第１章

配管施工の基礎知識

5.2 フロン排出抑制法
5..2.1 フロン排出抑制法の概要（1）経緯

フロン排出抑制法は、平成 14 年 4 月 1 日に最初に「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」（フロン回収・破壊法）として施行され、その後、幾度かの改正を経て、法律名を「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」（フロン排出抑制法）と改め、平成
27 年 4 月 1 日より施行されました。
平成 25 年の改正は、フロンを冷媒として利用している機器の使用時におけるフロンの排出量が多いことが経済産業省の調査で判明し、機器の使用時を含めたフロンの製造から廃棄までのフロンのライフサイクル全体を包括的な対策の必要性が確認されたことが、背景となっております。

図 1.6 フロン排出抑制法の全体像

フロン排出抑制法の主な改正の経緯
平成 13 年改正概要◯何人もフロンをみだりに放出してはならない。
◯業務用冷凍空調機器の廃棄時には、登録業者によるフロン回収の義務付け◯第一種フロン類回収業者による回収量の都道府県知事への報告◯十分な知見を有する者による回収（「回収の基準」の遵守）◯フロンの破壊業者の許可制

─ 14 ─

第１章

配管施工の基礎知識

平成 18 年改正概要◯行程管理制度の導入
・機器の廃棄時からフロン回収終了までを書面で管理◯整備時のフロン類の回収義務の明確化
・整備時回収も、都道府県知事への登録及び回収量を都道府県知事へ報告◯建物解体時における冷凍空調機器の有無の確認及び書面による説明
・解体請負業者による設置の有無の確認と書面による説明の義務化◯フロン類の回収が必要な場合の拡大・リサイクル業者等への機器を譲渡する前にフロン回収の義務化

平成 25 年改正概要◯フロンのライフサイクルに関係する各当事者への「判断の基準」の遵守等を求める内容。
具体的には、以下の 7 点。
①フロン製造・輸入業者の「判断の基準」の遵守
・フロン類の使用の合理化に資するため「フロン類使用合理化計画」の策定と履行②フロン使用製品の製造・輸入業者の「判断の基準」の遵守
・機器の低 GWP 化・ノンフロン化を進めるため、温室効果低減のための目標値を定め製品区分ごとに目標達成を求める、トップランナー方式の導入
・フロン類の環境影響度に関する情報を提供することにより、低 GWP・ノンフロン製品の購入を促すための表示③フロン使用製品の管理者（所有者等）の「判断の基準」の遵守④算定漏えい量の報告⑤フロンを充塡する場合は、都道府県知事への登録（第一種フロン類充塡回収業者）⑥フロンを充塡する際の、充塡回収業者による「充塡の基準」の遵守
・「冷媒フロン類取扱技術者」等の「十分な知見を有する者」による充塡⑦フロン再生業者の許可制（2）定義の概要（詳細な定義、具体的な規定は法令を参照してください。
）①

目的 《法第 1 条

参照》

オゾン層を破壊し又は地球温暖化に深刻な影響をもたらすフロン類の大気中への排出を抑制するため、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する指針並びにフロン類及びフロン類使用製品の製造業者等並びに特定製品の管理者の責務等を定めるとともに、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化のための措置等を講じ、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的としております。
②

対象物質 《法第 2 条第 1 項

参照》

この法律で対象とされている物質（フロン類）とは、オゾン層保護法第 2 条第 1 項に規定されている CFC 及び HCFC 類と、地球温暖化対策推進法第 2 条第 3 項第 4 号に揚げられた HFC 類を指しています。
─ 15 ─

第１章③

配管施工の基礎知識

対象製品 《法第 2 条第 3 項参照》〈第一種特定製品〉
業務用のエアコンディショナー及び冷蔵冷凍機器（冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機を含む。
）であって冷媒としてフロン類が充填されているもの（第二種特定製品を除く）をいいます。
具体的には、以下の a から d の全てに当てはまる機器のことを指します。
a エアコンディショナー又は冷凍冷蔵機器（冷凍冷蔵機能を有する自動販売機を含む。
）
b 業務用として製造・販売された機器である。
c 冷媒としてフロン類が充塡されている。
d 第二種特定製品ではない。

なお、家庭用の機器との見分け方については、以下をご確認ください。
◯室外機の銘板（シール等）を確認する。
（平成 14 年 4 月 1 日以降に出荷された製品には、第一種特定製品であれば、表示義務があるため、フロンの種類等が記載されています。）◯「第一種特定製品」かどうか不明の場合は、機器メーカ又は販売店に確認してください。
※「第一種特定製品」かは、使用用途ではなく、製品の出荷時で決まる。
（業務用のエアコンディ
ショナーを家庭で使用していても、当該エアコンディショナーは「第一種特定製品」としてフロン排出抑制法の対象となります。）〈第二種特定製品〉
使用済自動車再資源化法第２条第８項に規定する特定エアコンディショナーをいいます。

─ 16 ─

第１章

5.2.2

配管施工の基礎知識

改正された主な内容

ここでは、平成 25 年 6 月 12 日に改正された内容を中心に説明します。
（1）フロン類製造・輸入業者の「判断の基準」《法第 9 条》

・製造・輸入するフロン類の低 GWP 化・フロン類以外への代替・代替ガスの製造のために必要な設備整備、技術の向上、フロン類の回収・破壊・再生の取組（2）フロン類使用製品の製造・輸入業者の「判断の基準」①

特定製品の製造業者等の主な対応《法第 4 条 , 法 87 条参照》

・フロン類代替物質を使用した製品の開発を行うように努めるとともに、フロン類の排出抑制に向けた国等の施策に協力する。
・特定製品の表示義務：みだり放出禁止、廃棄時の回収義務、フロン類の種類及び数量、環境影
響度②

指定製品の製造業者等の主な対応《法第 12 条

告示第 50 〜 53 号

参照》

・温室効果低減のための目標値を定め、製造・輸入業者ごとに出荷する製品区分ごとに加重平均で目標達成を求める制度の導入（指定製品のトップランナー方式）
・指定製品の表示：「目標値・目標年度」、「フロン類の種類、数量、GWP 値」、「形名・製造事業者等の氏名又は名称」

図 1.7

指定製品制度の概要

─ 17 ─

第１章

配管施工の基礎知識

表 1.10

指定製品区分（平成 27 年 10 月現在）

・その他の製品については、指定要件が整い次第、随時指定されます。

※ラベリング制度
なお、製品の購入者に対して製品に使用されるフロン類等の環境影響度に関する情報を提供することにより、低 GWP・ノンフロン製品の購入を促すため、JIS Z 7161 を利用し、カタログ等に表示す（下記はラベルのイメージ）ることも可能です。

（3）第一種特定製品の管理者の「判断の基準」《法第 16 条

告示第 13 号参照》

以下の４項目が、管理者に求められる「判断の基準」の内容。
1．機器の設置及び使用環境の維持管理
1）機器の設置① 設置場所の周辺に金属加工機械などの振動源はないこと。
（金属加工機械のそばに置かない等）② 点検・修理を行うための必要な空間の確保
2）機器の使用環境の維持管理
定期的に凝縮器、熱交換器、排水板等の清掃
2．機器の点検
1）簡易点検・専門点検
─ 18 ─

第１章

配管施工の基礎知識①

日常的に簡易な点検の実施
点検内容：機器からの異常音、外観の損傷・摩耗・腐食・さび・劣化・油漏れ、熱交換器の霜付きの有無。冷凍冷蔵機器については、温度管理② 簡易点検は、全ての第一種特定製品について、3 ヵ月に 1 回以上行う。
③ 簡易点検の点検実施者には制限はないが、機器の管理者の技術的能力の範囲内で点検を実施する。
④ 漏えいや異常を確認した場合は、速やかに専門業者による専門的な点検（専門点検）の実施⑤ 専門点検・十分な知見を有する者（冷媒フロン類取扱技術者等）による、直接法や間接法による専門的な点検

2）定期点検以下に示す一定規模以上の機器については、「定期点検」を行う。
また、定期点検実施者は、十分な知見を有する者（冷媒フロン類取扱技術者等）による、直接法や間接法による専門的な点検が求められる。
機種

エアコンディショナー
冷凍・冷蔵機器

圧縮機電動機定格出力

点検頻度7.5kW 以上 50kW 未満

３年に１回以上

50kW 以上

１年に１回以上

7.5kW 以上

１年に１回以上

３．フロンの漏えい防止措置、修理しないままの充塡の禁止
1）漏えい又は故障を確認した場合
速やかに、漏えい箇所及び故障箇所の特定と修理
2）漏えい箇所の修理をせずに充塡することの原則禁止（やむを得ない場合を除き、繰り返し充塡の原則禁止）◯「やむを得ない場合」とは・漏えい箇所の特定又は修理を行うことが著しく困難な場所に漏えいが生じている場合
・応急的に充塡が必要な場合（人の健康を損なう事態や、事業への著しい損害が生じる場
合などに、応急的にフロン類を充填する必要があり、かつ、漏えいを確認した日から 60
日以内に当該漏えい箇所の修理を行うことが確実なときは、１回に限り充填することができる。）
４．点検・整備に係る記録・保存
1）点検や整備をした場合は、その内容を記録し保存する。
（記録簿の作成。参考：JRC GL-01）① 機器ごとに記録② 機器を廃棄するまで保存
2）記録の内容（記載項目）「管理者の氏名・名称」、「機器を特定できる情報（型番等）」、「充塡されているフロン類の種類（R 番号）と量」、「点検の実施年月日、点検実施者の氏名・名称、点検の内容・結果」、「修
理の年月日、修理実施者の氏名・名称、修理の内容・結果」、「速やかな修理が困難な場合の理由と修理の予定日」、「整備時にフロンを充塡した年月日、充塡回収業者の氏名・名称、充塡したフロンの種類（R 番号）と量」、「整備時にフロンを回収した年月日、充塡回収業者の氏─ 19 ─

第１章

配管施工の基礎知識

名・名称、回収したフロンの種類（R 番号）と量」
3）電磁的に記録してもよい
4）整備に関して、整備者、充塡回収業者から求めに応じ、記録簿の提示
5）整備者、充塡回収業者に、充塡されているフロンの種類を説明
6）機器を売却・譲渡する場合は、記録簿の相手方へ引渡（4）算定漏えい量報告 《法第 19 条

省令第 2 号（フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令）》

機器の管理者には、算定漏えい量報告が義務付けられています。
・報告対象事業者：算定漏えい量が年間（CO2 換算で）1,000CO2㌧以上の場合、算定漏えい量報
告の対象（特定漏えい者）となります。また、報告対象となる事業者の事業所であって、１つの事業所からの算定漏えい量が年間 1,000CO2㌧以上の事業所（特定事業所）についても併せて報告する必要があります。
・算定漏えい量の計算方法：
算定漏えい量（CO2㌧）＝
Σ（冷媒番号区分ごとの（（充塡量 (kg) −整備時回収量（kg））× GWP））/1000※算定にあたっては、管理者の全ての管理第一種特定製品について交付された充塡証明書及び回収証明書の値から算出する必要があります。
（ただし、新規設置時における充塡
および機器破棄の際の回収は対象外となります。）
・算定期間：毎年度 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで※詳細な報告方法、報告様式については、「フロン類算定漏えい量報告マニュアル」を参照のこと。

（5）充塡回収業者に求められる取組 《法第 37 条第 3 項

省令第 14 条（施行規則）》○フロン類を充塡する場合は、「充塡の基準」に従って行わなければなりません。
１．第一種フロン類充塡回収業者として都道府県への登録
２．フロンを「充塡」する際の「充塡の基準」の遵守（充塡の基準）
1）「充塡」を行う前① 「機器の記録簿」の確認② 目視による機器の「外観検査」③ 「漏えいの有無」と漏えいしている場合は、「修理の実施の有無」の確認④ 漏えいの可能性を示唆する「故障等の有無」と、故障を確認した場合は、「その点検及び修理の有無」の確認⑤ 上記①から④の確認後、機器の管理者へ「漏えい箇所を特定するための点検及び修理の実施の必要性」についての説明
2）漏えい箇所が特定され、修理を実施し、漏えいが生じていないことを確認してからの充塡。
「繰り返し充塡」の原則禁止（やむを得ない場合を除く）
・「やむを得ない場合」とは、「管理者の判断の基準」と同じ。
3）充塡する冷媒が適切かどうかの確認① 機器の銘板やカタログに記載されている冷媒と同じものかを確認② ①以外の冷媒を充塡しようする場合は、以下の３項目について確認
・①の冷媒より GWP が低いこと

─ 20 ─

第１章

配管施工の基礎知識

・当該機器のメーカーに安全上支障がないことが確認されていること
・機器の管理者（所有者等）に①以外の冷媒を入れることの承諾が得られていること
4）充塡中にフロンを漏えいしないように実施すること
5）上記の 1）から 4）までの確認等ができ、フロン類の性状及び充塡方法について「十分な知見を有する者」が自ら実施するか立ち会うこと① 「十分な知見を有する者」とは、「冷媒フロン類取扱技術者」等をいう。
３．整備時にフロンを「充塡」や「回収」を行った場合には、「充塡証明書」又は「回収証明書」
を機器の管理者（所有者）に交付
1）法令上、様式は定められていないが、記載する項目は定められている。具体的な内容は①のとおり。また、交付にあたっては②及び③が規定されている。
① 記載項目：「管理者の氏名・名称・住所」、「充塡又は回収した機器の場所」、「充塡又は回収した機器の型番等」、「充塡回収業者の氏名・名称・住所」、「充塡又は回収証明書の交付年月日」、「充塡又は回収した年月日」、「充塡又は回収したフロンのＲ番号」、「設置時充塡かそれ以外の整備時充塡かの別」② 充塡又は回収してから 30 日以内に交付③ 国の指定を受けた「情報処理センター」に登録することによって、電子的に通知することが可能
４．新たな記録の保存と都道府県知事への報告
1）法令上、「充塡時」の記録として様式は定められていないが、以下の記載事項が規定されている。
記載項目：「充塡した年月日」「、機器の管理者（所有者等）の氏名・名称・住所」「、整備者の氏名・名称・住所」、「充塡した機器の種類と台数」、「充塡したフロンの種類ごとの量（回収後、回収したフロンを同一機器に充塡した量は除く）」、「設置時充塡かそれ以外の整備時充塡かの別」
2）法第 50 条第 1 項ただし書き再生（許可を要しない再生）
記載項目：「再生した年月日」、「再生したフロンの種類ごと量」、「再生したフロンを充塡した年月日」、「再生したフロンを充塡した機器の管理者の氏名・名称・住所」、「再生したフロンを充塡した量」
3）再生業者への引渡
記載項目：「再生業者に引き渡した年月日」、「引渡先の氏名・名称」、「引き渡したフロン類の種類ごとの量」
4）省令第 49 条第 2 号の場合（再生事業所の許可申請のために「試験用」として利用する者への引渡）
記載項目：「引渡し及び返却の年月日」、「申請者の氏名・名称・住所」、「フロン類の種類ごとの量」
5）記録の保存期間は 5 年間
6）報告事項（H25 年改正での追加項目）
業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、年度終了後 45 日以内に以下を報告① フロンを充塡した量② 充塡したフロンの種類ごとの量（回収した後に再び機器に充塡した量を除く）（整備時の充塡のうち、機器の新規設置時の現場充塡分は、２回目以降の充塡に係わるものと区分して記載）③ 再生業者に引き渡したフロンの種類ごとの量④ 充塡回収業者による簡易な再生を行い、機器に充塡したフロンの種類ごとの量（6）再生・破壊業者の取組①

フロン類の再生業の許可制の導入 《法第 50 条》

第一種特定製品のフロン類の再生を業として行う者は、主務大臣の許可を受けなければなりません。
ただし、第一種フロン類充填回収業者が、自ら回収・再生し、自ら機器に充塡する場合の再生は、
─ 21 ─

第１章

配管施工の基礎知識

許可は不要となります。許可不要の場合に再生する設備は、「一の筐体に収められ、可搬的なものに限る」としています。
②

破壊証明書・再生証明書の交付・回付の義務破壊事業者及び再生事業者は、充塡回収業者より直接持ち込まれた回収フロンを破壊又は再生をした場合は、それぞれ、「破壊証明書」、「再生証明書」を充塡回収業者に交付することが義務付けられました。
また、充塡回収業者は、その「破壊証明書」、「再生証明書」を機器の管理者へ回付する必要があります。
機器の管理者には、フロン類が最終的にどのように処理されたかを確認できるシステムになっています。
（7）情報処理センターの活用 《法第 40 条参照》

充塡回収業者による充塡証明書、回収証明書を電子的に管理することで効率化、利便性向上等を図るため、国が指定した情報処理センターを利用することで、整備の都度発行される紙による証明書の内容について、電子的に集計することが可能となり、算定漏えい量報告のための集計が容易に行えます。
情報処理センターは、（一財）日本冷媒・環境保全機構（JRECO）が国から指定されています。
また、情報処理センターの利用方法は、指定法人に直接お問い合わせください。

図 1.8

新たに求められる内容

─ 22 ─

第１章

図 1.9

配管施工の基礎知識

情報処理センターの仕組み（8）罰則

管理者、整備者及び廃棄等実施者を対象とした罰則は、以下のとおりです。
①

みだり放出（法第 103 条第 13 号）

特定製品からみだりにフロン類を放出すると、１年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金が科される。
②

命令違反（法第 104 条）

都道府県知事又は主務大臣からの指導・助言、勧告、命令を経て、なおその命令に違反した場合にあっては、50 万円以下の罰金が科される。
なお、勧告・命令対象となる義務については以下のとおりである。
表 1.11

対象者

勧告・命令対象義務勧告・命令対象となる義務

第一種特定製品の管理者（圧 ・判断基準の遵守（法第16条第１項）
縮機の定格出力が7.5kW 以
上の機器を一台以上使用等する者）
第一種特定製品整備者

・充塡委託（法第37条第１項）
・充塡委託時の管理者名称等の通知（法第37条第２項）
・回収委託（法第39条第１項）
・回収委託時の管理者名称等の通知（法第39条第２項）
・回収フロン引渡（整備時）（法第39条第４項）
・再生証明書の回付・写しの保存（法第59条第３項）
・破壊証明書の回付・写しの保存（法第70条第２項）

第一種特定製品廃棄等実施者

・フロン類引渡（法第41 条）
・行程管理票制度に基づく書面の交付・保存（法第43条第１項〜第４項、法第45条第３項）
・引取証明書の交付がなされない場合等の報告（法第45条第４項）③

虚偽報告、検査拒否（法第 107 条第２号・第３号）

都道府県知事又は主務大臣から報告徴収があった場合に、報告をしなかったり、虚偽報告をし─ 23 ─

第１章

配管施工の基礎知識

たりすると、20 万円以下の罰金が科される。また、都道府県又は国の職員の立入検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者についても、20 万円以下の罰金に処せられる。
④

算定漏えい量の虚偽報告（法第 109 条第１号）

算定漏えい量報告の対象事業者であるにも関わらず、報告をせず、又は虚偽の報告をした事業者については、10 万円以下の過料に処せられる。
なお、法人の代表者や法人等の従業員が、その法人等の業務に関し、（１）〜（３）の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人等に対しても、それぞれの罰金刑を科する。
（第108 条 いわゆる両罰規定）

5.2.3

行程管理制度（1）行程管理制度とは

平成 19 年 10 月 1 日施行の法改正により、行程管理制度が導入されました。行程管理制度の導入により、廃棄等実施者が自ら又は他の者に委託して回収業者にフロン類を引き渡す場合、回収業者へのフロン類引渡しが確実に履行されるようにするため、廃棄等実施者は、必要な事項を記載した書面を交付する必要があります。
（他の者に委託し広範な関係者を介する場合でも書面を回収業者まで回付しなければなりません。）
また、フロン類を引き取った回収業者は引取証明書を廃棄等実施者に交付しなければならないなど、フロン類の引渡しが途切れず、あいまいにならないよう、書面で管理する制度です。
（2）行程管理制度の概要

下図にフロン回収・破壊法の仕組みを示します。

フロン類回収業者へ直接フロン類を引き渡す場合

フロン類の引き渡しを委託する場合

フロン類の引き渡しを再委託す
る場合

図 1.10

行程管理票の流れ─ 24 ─

第２章

銅管配管の施工

1．配管系統の設計
冷媒配管の設計施工に際しては、冷媒の種類、温度、圧力について最適な材料選定を行い、配管施工中に侵入する空気、水分、塵埃等の除去について十分な考慮をする必要がある。また、冷凍装置では冷媒と共に冷凍機油が配管系統内を循環していることから、それに対する技術的な対応を実施する必要があり、さらに振動、音響および支持等も十分に考従う必要がある。
20.1項（材料一般）に次のように規定されている。
（1）材料は、表面に使用上有害な傷、打こん、腐食等の欠陥がないものであること。
（2）材料は、冷媒ガス、吸収溶液、潤滑油又はこれらの混合物の作用によって劣化しないものであること。
（3）冷媒ガス、吸収溶液及び被冷却物に接する部分の材料は、冷媒ガスの種類に応じ、次に示すものを使用してはならない。
（a）アンモニアに対しては銅及び銅合金。ただし、圧縮機の軸受又はこれらに類する部分であって、常時油膜に覆われ、液化アンモニアに直接接触することがない部分には、青銅類を使用することができる。
（b）クロルメチルに対してはアルミニウム及びアルミニウム合金（c）フルオロカーボンに対しては２％を超えるマグネシウムを含有したアルミニウム合
金。
（4）常時水に触れる部分には、純度が99.7％未満のアルミニウム（適切な耐食処理を施したものを除く。）を使用してはならない。
（5）耐圧部分（内面又は外面に０Paを超える圧力を受ける部分をいう。以下同じ。）に使用する材料は、次に掲げる日本工業規格に適合するもの及びこれらの材料以外の材料
であって、「特定設備検査規則の機能性基準について」に係る「別添１特定設備の技
術基準の解釈」の第４条第１項に掲げるもの（以下「規格材料」という。
）、又は同条第３項に定めるもの（「特定材料」という。）を使用しなければならない。
（以下、略）

1.1

銅管の仕様「冷凍保安規則関係例示基準」の20項「冷媒設備に用いる材料」、20.1項（材料一般）では、銅管はJIS H 3300銅及び銅合金の継目無管を規定しており、フレア加工する銅管はC1220の り ん 脱 酸 銅 のC1220TS-O材、-OL材 を 使 用 す る。 ろ う 付 け 接 続 す る 銅 管 は、 外 径
19.05mm以上は1/2H、又はH材の仕様を推奨する。
（表2.2、2.3）
一般冷媒配管用の銅管及びろう付け管継手用材料は、JIS B 8607:2008年に規定され、最高使用圧力で区分した種別（表2.1）で表2.2、表2.3から選定する。
─ 25 ─

章

冷媒配管に用いる材料は、「冷凍保安規則関係例示基準」の20項「冷媒設備に用いる材料」、

２

ス保安法」、「冷凍保安規則」、「冷凍保安規則関係例示基準」に定められた技術上の基準に第えて施工しなければならない。冷凍装置に使用される配管の仕様は、法的には、
「高圧ガ

第２章

銅管配管の施工

表2.1

表2.2

種別と最高使用圧力の区別による対象冷媒の例 （JIS B 8607:2008）

一般冷媒配管用銅管の寸法及びその許容差（O材及びOL材） （JIS B 8607:2008）─ 26 ─

第２章

表2.3

1.2

銅管配管の施工

一般冷媒配管用銅管の寸法及びその許容差（1/2H材又はH材） （JIS B 8607:2008）

管継手の仕様銅管の接続に使用する管継手には、（1）フレア管継手、（2）銅合金ろう付けソケット管
継手、（3）ろう付け管継手及び（4）管フランジがあり、（1）〜（3）はJIS B 8607に、（4）はJIS B 8602に規定されている。
（1）〜（3）は最高使用圧力で区分した種別（表2.1）と用途等により表2.4で使用できる管継手の種類を選定する。
─ 27 ─

第２章

銅管配管の施工

冷媒配管及び配管系統につながる機器の修理を考えたときは、（1）フレア管継手、（2）銅合金ろう付けソケット管継手を使用するが、（1）は銅管の呼び径が3/4（銅管の外径が19.05mm）以下、（2）は7/8（銅管の外径が22.22mm）以下で使用し、これを超える銅管の場合は管フランジを使用する。
表2.4

管継手の種類並びに種別と最高使用圧力（JIS B 8607:2008）

種別及び最高使用圧力（設計圧力）
管継手の種類

第１種
3.45MPa

毒性又は可燃性のない冷媒
住宅、ホテルなどの人が就寝する部
屋、病院などの人がその行動が拘束（1）
される場所、不特定多数の人がいる
毒性又は
フレア管
場所などに置かれた冷凍装置の配管
可燃性の継手
ある冷媒 継手に用いる場合。
同上を除く場所（例えば、機械室、
屋外など）

第２種
4.30MPa

第３種
4.80MPa

表2.6（1） 表2.6（2）

−

使用不可

使用不可

−

表2.6（1） 表2.6（2）−（2）銅合金ろう付けソケット管継手

表2.7

表2.7

表2.7

接合銅管基準外径3.17mm以上22.22mm以下

表2.9
第３種

表2.9
第３種

表2.9
第３種

表2.9
第２種

表2.9
第２種

−

表2.9
第１種

−

−

（3）
接合銅管基準外径
ろう付け25.40mm以上44.45mm以下
管継手
接合銅管基準外径31.75mm以上79.38mm以下

備考1. 表中の−印は規定していないことを示す。
2. 種別と最高使用圧力との区分による対象冷媒の例は、表2.1で示す。

1.2.1

フレア管継手（JIS B 8607:2008）

フレア管継手の材料はJIS H 3250に規定された引抜棒の場合は、表１注c）に記載されているひずみ取りの熱処理を行ったC3604BDN、又はC3771BDNを用いる。また、使用する場合には、冷媒回路を形成する管内部に付着している不純物を極力少なくしてフレア部への噛み込みによる冷媒もれ防止に留意しなければならない。
1.2.1.1

フレア管継手端部の形状・寸法

フレア管継手は、第１種（3.45MPa）と第２種（4.30MPa）で共通である。

─ 28 ─

第２章

表2.5

フレア管継手端部の形状、寸法 （JIS B 8607:2008）─ 29 ─

銅管配管の施工

第２章

銅管配管の施工

表2.6フレアナットの形状・寸法 （JIS B 8607:2008）

1.2.2

銅合金ろう付けソケット管継手

銅合金ろう付けソケット管継手の材料は、JIS H 3250に規定された引抜棒の場合は、表１注c）に記載されているひずみ取りの熱処理を行ったC3604BDN又はC3771BDNを用いる。第１種、第２種及び第３種で共用である。

─ 30 ─

第２章

表2.7

銅管配管の施工

銅合金ろう付けソケット管継手部の形状・寸法 （JIS B 8607:2008）

1.2.3

ろう付け管継手

1.2.3.1

ろう付け管継手の形状・寸法

ろう付け管継手の種類は、形状と接合部の基準によって表2.8のとおりとし、図2.1から
図2.6に示す。寸法及び許容差は表2.9に示す。第１種、第２種及び第３種に区分される。
管継手の口径による組み合わせは、表2.11 〜 2.13による。

─ 31 ─

第２章

銅管配管の施工

表2.8

ろう付け管継手の種類及び記号 （JIS B 8607:2008）

図2.1

図2.3

T

90°
エルボB

図2.5

ソケット

図2.2

90°
エルボA

図2.4

45°
エルボA

図2.6

─ 32 ─

異径ソケット第２章

1.2.3.2

銅管配管の施工

ろう付け管継手の寸法及びその許容差 （JIS B 8607:2008）

ろう付け管継手の寸法及び許容差は表2.9に示す。図2.1 〜 2.6のＸ、Ｙ及びＺの寸法許
容差は表2.10による。接続する銅管の外径が15.88mm以下の場合は、第１種と第２種は共通になる。（第２種用を共用する）（表2.2、表2.3）
表2.9

ろう付け管継手の寸法及びその許容差（JIS B 8607:2008）

備考1. 基準外径Aの許容差とは、接合部の任意の断面で測った最大外径及び最小外径の平均値と基準外径との差の許容限界をいう。
2. 基準内径Fの許容差とは、接合部の任意の断面で測った最大内径及び最小内径の平均値と基準内径との差の許容限界をいう。

─ 33 ─

第２章

銅管配管の施工

3. この場合のだ円値とは、接合部の任意の断面で測ったφAの最大外径と最小外径との差、又はφFの最大内径と最小内径との差をいう。
4. A、F、K及びGは、図2.7の各部の寸法をいう。
5. 最小厚さは、継手全体にわたる厚さで、口径の大きなものと口径の小さなものとを組み合わせた管継手においては、管継手の各部口径に応じて表2.10の最小厚さ以上になるようにしなければならない。

図2.7

接合部の各寸法の呼び方 （JIS B 8607:2008）

表2.10

Ｘ、Ｙ、Ｚ部寸法の許容差 （JIS B 8607:2008）─ 34 ─

第２章

表2.11

ろう付け管継手Ｔの接合銅管による組合せ （JIS B 8607:2008）─ 35 ─

銅管配管の施工

第２章

銅管配管の施工

表2.12

ろう付け管継手90EA、90EB、45E及びSの標準寸法 （JIS B 8607:2008）

表2.13

ろう付け管継手RSの接合銅管による組合せ （JIS B 8607:2008）─ 36 ─

第２章

1.2.4

銅管配管の施工

冷媒用管フランジ（JIS B 8602-2002）

冷媒配管及び配管系統につながる機器の修理を考えたとき、ろう付け管継手ではなく冷媒用管フランジを使用して管を接続するのがよい。
フランジには、鋼製フランジと銅合金製フランジの２種があるが、銅管接続には差込み
ろう付け用で差込み穴径を銅管外径に合わせて規定したものを使用し、冷媒、フランジの種類と形状、接続形式、接続方法及び最高使用圧力によって選定する。（種類の記号がRBで始まるもの）使用する銅管の外径別寸法を表2.16に示す。
表2.14

鋼製フランジの種類と最高使用圧力 （JIS B 8602:2002）

─ 37 ─

第２章

銅管配管の施工

表2.15

銅合金製フランジの種類と最高使用圧力 （JIS B 8602:2002）

冷媒用管フランジの詳細形状や寸法に関しては、JIS B 8602に記載の付表８〜 13を参照のこと。
冷媒用管フランジの製品の呼び方
例

管差込みろう付けひし形フランジ RBH 大きさの呼び 20A 銅管外径 25.4 の場合
RBH

5 ― 20A ― 25.4
ろう付けに適用する管の外径
大きさの呼びを表す記号
最高使用圧
種類を表す記号例

管差込みろう付け角形フランジ RBKC 大きさの呼び 25A 銅管外径 31.75 の場合
RBKC

3.45 ― 25A ― 31.75
ろう付けに適用する管の外径
大きさの呼びを表す記号
最高使用圧力種類を表す記号─ 38 ─

第２章

表2.16

1.2.5

銅管配管の施工

銅管及び鋼管の外径別寸法表 （JIS B 8602:2002）

ビル用マルチ室内機用分岐管継手及び室外機用連結管継手

ビル用マルチでは、室内機からの油戻りが悪くならないよう最遠室内機〜継手間、最遠
室内機〜室外機間の距離、高低差は制限されている。また、室外機を連結している場合、配管に油が溜まり込まないよう室外機から下り勾配にする、偏流を防止するため連結後は一定距離以上の直線部を設定するなど定められている。いずれもメーカの施工説明書を参─ 39 ─

第２章

銅管配管の施工

照すること。

1.3

配管設計

冷凍サイクルを構成する圧縮機など各機器をつなぐ冷媒配管は、管内の流速や損失抵抗などを計算し、運転中だけでなく停止中の状態も考慮して配管径や経路を選定しなければ
ならない。

1.3.1

設計留意事項

1.3.1.1

合流／分岐

冷媒配管中を流れる冷媒や油は直線的に進もうとするので２つの流れが合流するところ
では冷媒がぶつからないよう設計する。（Ｔ接手は使用不可）
分岐の場合の注意事項は、① 重力等の外力が作用しても、分岐に影響を与えない取付け方向にする。液とガスが混合した冷媒では図2.8（a）の取付け方向では下部に液が流れ、上部にガスが流れやすくなる。分岐管は水平に取り付けること。
② 分岐管の入口管は、流れが整流になるのに十分な長さの直管部を設けること。これは遠心力により液冷媒や油が曲がりの外側を流れ、偏流を生じるのを防止するためである。
また、数本の配管の合流、分岐にはメーカが準備したヘッダーを使用することが望ま
しい。

図2.8

分岐管の取付け方法

─ 40 ─

第２章

1.3.1.2

銅管配管の施工

膨張収縮防止冷媒配管は、圧縮機が運転されると、液配管、ガス配管共に、その中を流れる冷媒の温度変化によって、熱膨張、収縮が配管の軸方向に生じる。この熱膨張、収縮により冷媒配管には熱応力が加わり、配管自身の破損や他の機器への接触などの問題を起こす恐れがある。熱膨張、収縮の対策方法としては、配管にループ又はオフセットを設けて配管をフレ
キシブルにするか、伸縮継手を挿入して伸縮を吸収する。表2.17に配管の温度変化による熱膨張量、収縮量を示す。また、表2.18に配管のループ、又はオフセットの寸法概略値を示す。
配管の伸縮量（※テキスト63ページ参照）

 ＝ L（t2−t1）
：線膨張率（1/Ｋ）
L ：温度t1のときの管長（m）
t1 ：管の最初の温度（℃）
t2 ：管の加熱、冷却後の温度（℃）

：管の伸縮量（m）
10℃から各温度まで変化したときの材料長さ100ｍに対する伸縮量 （mm）

表2.17

材料

炭素鋼

銅

ステンレス

アルミニウム

10.7
×10-6

16.5
×10-6

14.7
×10-6

23.1
×10-6

−50

−64.2

−99

−88.2

−138.6

−30

−42.8

−66

−58.8

−92.4

−20

−32.1

−49.5

−44.1

−69.3

−10

−21.4

−33

−29.4

−46.2

0

−10.7

−16.5

−14.7

−23.1

10

0

0

0

0

30

21.4

33

29.4

46.2

40

32.1

49.5

44.1

69.3

50

42.8

66

58.8

92.6

70

64.2

99

88.2

138.6

100

96.3

148.5

132.3

207.9

120

117.7

181.5

161.7

254.1

140

139.1

214.5

191.1

300.3

線膨張率
（1/Ｋ）

＊

温度 ℃

＊

293Ｋ（約20℃）のとき

平成23年理科年表ｐ407 〜ｐ408＊

マイナスの値は収縮、プラスの値は膨張を表す。

─ 41 ─

第２章

銅管配管の施工

表2.18

銅管のループ、オフセットの基準寸法

Ｌ（ｍ）

銅管の膨張、収縮量（mm）

銅管サイズ

12.5

25

50

75

100

125

150

19.05

0.3

0.4

0.55

0.7

0.7

0.9

1.0

25.4

0.3

0.4

0.6

0.8

0.9

1.0

1.1

34.92

0.3

0.45

0.7

0.8

0.9

1.1

1.2

53.98

0.35

0.5

0.8

1.0

1.1

1.3

1.5

66.68

0.4

0.55

0.8

1.1

1.2

1.4

1.6

79.38

0.45

0.6

0.9

1.2

1.4

1.5

1.7

図2.9に膨張曲がりを示す。管をＵ字形あるいはループ状に曲げ、そのたわみで伸縮を吸収するもので、伸縮部の長さＬ（ｍ）は次式により求める
Ｌ＝73（ｄ×Ａ）1/2

ここでｄ：管外径（mm）
Ａ：吸収すべき管の伸び（mm）
図2.9

1.3.2

膨張曲がり管の種類

吐出しガス配管

吐出しガス配管は圧縮機に接合するため、油の流動などに十分注意する必要がある。
① 吐出しガス配管での圧力損失は吸込み蒸気配管ほど能力ダウンに影響を及ぼさないが、推奨値内の配管径を採用すること。
② 負荷の小さいときに油が溜まらないようにすること。
③ 立上がり管では油を冷媒ガスと共に押し上げる流速を確保すること。
④ 停止中の圧縮機に液化した冷媒が戻らないように留意すること。
⑤ 圧縮機からの吐出しガスの脈動や、圧縮機の振動で配管の振動あるいは音の発生など起こらないようにすること。

─ 42 ─

第２章

1.3.2.1

銅管配管の施工

管径① 冷媒ガス中に溶解している冷凍機油が確実に運ばれるだけの速度が確保されること。
（横走り管で3.5m/s以上、立上がり管で６m/s以上）② 過度の圧力損失及び騒音を生じない程度に速度を抑える。（一般に25m/s以下がよい）③ 吐出しガス配管における冷媒ガスの弁の絞りや管の摩擦抵抗損失による圧力低下は0.02MPaを超えないことが望ましい。このため吐出しガス配管の長さはできるだけ短くする。
1.3.2.2

立上がり管

圧縮機が停止しているときに、油や管内で凝縮した冷媒液が圧縮機に逆流しないように
立上がり管を設ける。また、運転中は油を冷媒ガスの流れと共に押し上げる必要があるた
め、装置の最小負荷のときにも管内流速が確保されるよう設計しなければならない。
① 圧縮機と凝縮器が同じレベルにある場合にはいったん立ち上がりを設けてから下り勾配で配管する。（図2.10）② 凝縮器が圧縮機より上にある場合は図2.11のように配管する。立上がり管が長い場合
は、停止中に油の戻りを防止するためにトラップを設ける。10mを超える場合は図2.12のように10mごとにトラップを設ける。
③ 複数台の圧縮機の吐出しガス配管を集中させる場合は図2.13及び図2.14による。
④ 圧縮機が凝縮器の下にあり、範囲の広いアンロード装置がある場合や、複数台の圧縮機を接続する場合は、最小負荷に合わせて流速を決定しても最大負荷時に圧力損失が過大すぎるので立上がり管中の流速を確保するために図2.15の二重立上がり管を採用するか、図2.16の油分離器を設置する方法もある。

図2.10

圧縮機と凝縮器が同じレベルにある場合

図2.11

凝縮器が圧縮機より上にある場合

─ 43 ─

第２章

銅管配管の施工

図2.12

図2.13

集中させる場合（１）

図2.15

1.3.3

10mを超える場合

図

二重立上がり管2.14集中させる場合（２）図2.16

油分離器の設置

吸込み蒸気配管

吸込み蒸気配管は圧縮機の上流側に接続されるので吐出しガス配管以上に注意深く施工する必要がある。
① 最大負荷における圧力損失から吸込み蒸気配管の寸法を決めること。
② 最小負荷のときに蒸発器から圧縮機に油が戻るように寸法を決めること。
③ 停止中に圧縮機に冷媒液が流れ込まないようにすること。
④ 複数個の蒸発器を使用する場合、運転中の蒸発器から停止中の蒸発器に油が流れ込まないようにすること。
─ 44 ─

第２章

1.3.3.1

銅管配管の施工

管径① 冷媒蒸気中に溶解している冷凍機油が軽負荷時でも確実に運ばれるだけの速度を確保すること。（横走り管では3.5m/s以上、立上がり管では６m/s以上）② 過度の圧力損失及び騒音を生じない程度に流速を抑えること。（一般に20m/s以下が望ましい）③ 吸込み蒸気配管における圧力低下は圧縮機の能力に大きく影響するので、吸込み温度
で２Ｋの降下に相当する損失圧力を超えないことが望ましい。
1.3.3.2

油戻りの確保と液バック防止

最小負荷や立上がり管が長い場合油戻りが悪くなるので、配管途中にオイルトラップを設ける。但し、オイルトラップは停止時や軽負荷時の油だまりにもなる恐れがあるので、できるだけ小さく設置する必要がある。
① 容量制御装置のある圧縮機の吸込み蒸気配管では全負荷時の圧力降下の大きさで管径を決めるとアンロード運転の軽負荷時に油戻しのための最小蒸気速度を確保できないことがあるので、この場合の対策として、図2.17のような二重立上がり管を設けるとよい。
② 横走り管や圧縮機の近くにはトラップを設けないこと。横走り管では図2.18のように下り勾配の配管にする。

図2.17

二重立上がり管

図2.18

横走り管の下り勾配③ 圧縮機が蒸発器より下にある場合、停止中に蒸発器で液化した冷媒が圧縮機へ落ちるのを防ぐため、蒸発器から出た吸込み蒸気配管は小さいトラップを通過したのち、蒸発器上部より高い位置まで立ち上げてから圧縮機へ向かう。但し、停止の際、ポンプダウンを行う装置ではこの限りではない。
（図2.19）④ 吸込み蒸気配管の立ち上がりが非常に長いときは、約10ｍ以下ごとに中間にトラップを設ける。（図2.20）⑤ それぞれの蒸発器から吸込み主管へ入る管は、主管の上から入れて接続する。蒸発器が無負荷になったとき、主管中の冷凍機油や冷媒液が蒸発器に流入するのを防ぐためである。（図2.21）⑥ ２台以上の蒸発器が異なったレベルにあり圧縮機がそれらより下にある場合、蒸発器
出口の管は小さいトラップを作ったのち、蒸発器上部以上に立ち上げてから圧縮機に向かう。他の蒸発器が合流する場合は、冷凍機油が停止中に逆流しないように接続す─ 45 ─

第２章

銅管配管の施工る。但し、停止の際ポンプダウンを行う装置ではこの限りではない。（図2.22）

図2.19

液バック防止のためのトラップ

図2.21

1.3.4

図2.20

吸込み主管への接続

吸込み配管の長い立ち上がり

図2.22

２台の蒸発器の吸入配管

液配管

液配管は吐出しガス配管、吸込み蒸気配管のように冷凍機油の戻りの問題はないが、冷媒液がフラッシュ（高温の場所を通る、強い日差しで焼けたコンクリートの上面を通る等
異常な加熱や圧力低下により冷媒液が気化すること）
するのを防止することが必要である。
フラッシュガスが生じると配管抵抗が増大してさらにフラッシュガス化が進行することになり、膨張弁の冷媒通過量不足による能力減少、液配管の弁を通る流速が大となり音が発生、膨張弁の冷媒の送りが不規則になるなどの不具合が生じる。
1.3.4.1

フラッシュ防止

液管での圧力降下の主な原因は液管中に取り付けられている止め弁、電磁弁のような自動弁、ドライヤ、フィルタなど各種の付属品における流れの摩擦抵抗、位置の差によって生じる静圧減少の二つである。
① 液管内の冷媒液の流速は1.5m/s以下とし、摩擦抵抗による圧力降下は0.02MPa以下になるように管径を決める。
② 長い立ち上がり配管の場合、圧力の減少が大きいので十分な過冷却が必要である。冷─ 46 ─

第２章

銅管配管の施工

媒液が膨張弁に入るとき少なくとも0.5Ｋ以上の過冷却の状態を保つようにする。液管内の流速は0.5 〜 1.5m/sくらいにするとよい。
③ 配管はできるだけ短くする。また、配管の途中で液冷媒の飽和温度以上の温かいとこ
ろを通す場合には、液管に防熱を施す。但し、このような高温の雰囲気に液管を通さないことが望ましい。
④ 蒸発器が凝縮器（または受液器）よりも高い位置に設置されている場合は、液管の液柱での圧力降下による飽和圧力の低下を計算し、それに見合うように過冷却をつける。
このために凝縮器に過冷却コイル部を設けたり、液管と吸入管の熱交換器を設けたりする場合もある。
⑤ 冷蔵庫のユニットクーラなどのように蒸発器を凝縮器より低温になる場所に置く場合
は、液管に電磁弁をつけ停止中に冷媒液が蒸発器に流入するのを防止する。このとき、液管が封鎖されると閉じ込められた液の温度上昇による熱膨張で弁や管を破壊する恐れがあるので封鎖される部分を作らない。
1.3.4.2

液管ループ

冷媒液が停止中にサイホン現象で凝縮器から蒸発器に流れ込まないように液管ループを設ける。
① 蒸発器と凝縮器が同一レベルに配置された場合、図2.23のような液管ループを設ける。
② 蒸発器が凝縮器より下にある場合、図2.24のようなループを２m以上とるか電磁弁を
取付ける。

図2.23

1.3.5

蒸発器と凝縮器が同一レベル

図2.24

蒸発器が凝縮器より下

室内外ユニット間配管

室内外ユニット間配管で留意することは以下のとおり。
① マルチタイプ式の冷媒配管は機器メーカの配管指定管径とする。
② 室外機と室内機との高低差及び配管の長さに制限があるのでそれを守る。

1.4

冷媒系統部品の仕様

冷媒系統部品の管接続部は、1.2 管継手と同様、（1）フレア管式、（2）ろう付け管式、（3）
突合せ溶接フランジ式、（4）差込み溶接フランジ式及び（5）差込みろう付けフランジ式があり、冷媒系統部品の修理を考えたときは、（1）または（3）、（4）、（5）のフランジ式を使用する。

─ 47 ─

第２章

銅管配管の施工

1.4.1

止め弁（銅管用）

銅管用の管接続部には、（1）フレア管式、（2）ろう付け管式及び（5）差込みろう付け
フランジ式を使用する。冷媒系統部品の修理を考えたときは、（1）または（5）を使用す
るが、呼び径が3/4（銅管の外径が19.05mm）以下では（1）を、これを超える銅管の場合は（5）を使用する。
JIS規格にJIS B 8605冷媒用止め弁があるが、これに準拠したものが市販されている。
特に、R410A（最高使用圧力第2種）のフレア管式、ろう付け管式はJISにはなく、市販品を使用する。
1.4.1.1

JIS規格による止め弁（JIS B 8605:2002）

JISの止め弁の形名は、最高使用圧力、止め弁形式、弁箱の形状、管接続部の形式及び大きさによって規定されているが、フレア式（銅管の呼び径が3/4以下）でR410A用（最高使用圧力第2種）に対応する規定はないので、市販品で選定する。
例

最高使用圧力 3.45MPa、止め弁形式ベローズ式、弁箱の形状グローブ式、管接続部フランジ式、大きさ 100A の場合
3.45

B

G

F ― 100A

管接続部の形式

大きさ
管接続部の形式
弁箱の形状
止め弁形式
最高使用圧力

弁箱の形状 止め弁の出入口の方向 記号

1.4.2

記号

ねじ込み式

T

フランジ式Ａグループ

A

フランジ式Ｂグループ

R

フレア式

F

ろう付け式

B

鋼管突合せ式W

鍛造突合せ式又は差込み式

D

最高使用圧力

記号

アングル

直角のもの

A

2.00 MPa

2

グローブ

直線のもの

G

3.00 MPa33.45 MPa

3.45

4.30 MPa

4.3

5.00 MPa5

止め弁形式

シールの方法記号

グランド式

グランドパッキン、Ｏリングなどでシールを行うもの

P

ベローズ式

ベローズでシールを行うもの

B

ダイアフラム式

ダイアフラムでシールを行うもの

D

膨張弁

膨張弁は、冷凍サイクルの高圧冷媒液を低圧の蒸発器に送る境目で、絞り作用で蒸発器の負荷変動に追従した冷媒流量を調節して蒸発器出口の過熱度を一定に保持する役割を持つ。一般の冷凍空調に対しては温度自動膨張弁、電気冷蔵庫や小型空調機にはキャピラリー
チューブ、ターボ冷凍機や冷蔵倉庫の低圧受液器などにはフロート弁を使用する。電子膨─ 48 ─

第２章

銅管配管の施工

張弁は運転条件が広範囲なインバータ駆動ヒートポンプエアコンディショナや、低温凍結装置やショーケースなどのような多様な要求のある装置で、温度自動膨張弁では不満足な場合に電子制御装置と共に使用される。膨張弁には以下の特性が要求される。
① 絞りによる減圧で弁が振動しないこと。弁の振動は流体音の発生だけでなく、弁の寿命を縮め、冷媒流量も減少する。
② 蒸発器の熱負荷特性と弁の容量特性に合っていること。凝縮圧力、液管の圧力損失、
弁手前の液過冷却度などが膨張弁の容量に影響を与える。選定を誤ると冷媒流量が周期的に変動し、過熱度が変動するハンチング現象や冷却不良が発生する。
③ 外気温度や凝縮器冷却温度の変化に対して検出性能や応答速度などが適切であること。
1.4.2.1

構造例

ダイアフラム上面の圧力（A）… 感温筒内の媒体圧力で、蒸発器出口の過熱蒸気の温度に相当する飽和圧力
ダイアフラム下面の圧力（B）… 蒸発器の冷媒圧力
ダイアフラム下面には過熱度調節用のばね圧力（C）が作用していて、（A）と（B）＋（C）とはバランスしている、蒸発器の熱入力が大きくなると（A）の圧力が上昇し、ダイアフラムを押し下げてニー
ドルが下がり、冷媒流量が増加して過熱度は一定に保たれる。

図2.25

内部均圧形温度自動膨張弁

図2.26

温度自動膨張弁使用の冷凍サイクル

温度自動膨張弁には、装置の特性に応じて以下の種類があるが、適用冷媒や用途、制御特性等に応じて選択する。
適用冷媒：フルオロカーボン用、アンモニア用
温度条件：冷凍・冷蔵用、空調用
駆動形式：
・ダイアフラム形…圧力差の変化に比例した大きな弁開度（冷媒流量変化幅）は取れないが、弁頭部を小さくできるので耐圧強度が高く、弁開閉動作のヒステリシスが小さい、チャージ方式の選択が広い、等の理由で最も広く使用されている。
・ベローズ形…圧力差に対して弁開度を大きくとれるが、ヒステリシスが大きくベローズ
─ 49 ─

第２章

銅管配管の施工の耐圧強度が小さいのでチャージ方式が限定され、弁頭部が大きくなる。
チャージ方式：
・液チャージ方式…装置の使用冷媒と同じ冷媒を封入。常に飽和状態を保つ。蒸発温度が高い範囲で設定過熱度がずれる。
・ガスチャージ方式…装置の使用冷媒と同じ冷媒を封入。液方式より封入量が少ない。ダイアフラムより感温筒の方が温度が高いとダイアフラムにガスが凝縮して適切な過熱度制御ができなくなる。
・クロスチャージ方式…異種ガスを混合して封入。高温でも低温でもほぼ同じ過熱度を保つ。低温用冷凍装置に適している。
・吸着チャージ方式…吸着材と特殊ガスを封入。高温脱着、低温吸着による圧力変化を利用。感温筒温度と封入ガス温度の関係をほぼ比例に保つ。
均圧方式：
・内部均圧形…ダイアフラム下面に蒸発器入口圧力をかける。蒸発器の圧力損失と圧力変動幅が小さい装置に使用。圧力損失が大きい場合は実際の過熱度が大きくなるので、外部均圧形を使用する。
・外部均圧形…ダイアフラム下面に蒸発器出口圧力をかける。蒸発器の圧力損失と圧力変動幅が大きい装置に使用。
容量：・オリフィス交換（容量可変）形…オリフィスとニードルをセットで交換できるようにしたもの。膨張弁が蒸発器の容量と適合しない場合、容易に交換できる。
・オリフィス固定形…オリフィスとニードルを本体に組み込んだもの。膨張弁と蒸発器が適合しない場合、膨張弁は本体交換となる。
1.4.2.2

選定

膨張弁は、蒸発器の標準運転条件だけでなく、予想される最大と最小の熱負荷も含めた負荷変動、蒸発温度設定値の変化などを考慮して容量、チャージ方式、均圧方式を選択する。また、膨張弁前の圧力降下が大きい場合には容量の大きなものを選択する必要があり、冬期など凝縮圧力そのものが低い場合は、凝縮器の送風量制御や圧力調整弁を用いて凝縮
圧力を高める必要がある。
管接続部は、（1）フレア式と（2）ろう付け式があり、JISはなく、すべて市販品である。
1.4.2.3

取付け上の留意事項

膨張弁と感温筒の取付け方法による制御圧力・温度への影響は大きいので、以下の点に留意しなければならない。
① できるだけ蒸発器の近くに取り付けること。
② ダイアフラムのある頭部を上側にすること。
③ ガスチャージ方式では、感温筒は弁本体の温度より低い場所に取り付けること。
④ 感温筒は、蒸発器出口の水平配管部に金属バンドなどで密着して取り付け、冷却器の風や周囲の温度の熱影響を受けないこと。（必要により防湿性のある保温材で包む）
また、配管径によって図2.27のように取り付けること。
─ 50 ─

第２章

銅管配管の施工⑤ 蒸発器出口で吸入配管を立ち上げる場合、図2.28のように取り付けること。
⑥ 外部均圧形を使用する際の均圧管は、感温筒よりも下流の圧縮機側で配管の上部に接続すること。（図2.28）
この位置でもよい。ただし外部均圧管は感温筒よりも圧縮機側からとること。
（立て管に取り付けるときはキャピラリ
チューブを上へ）
外部均圧管

吸込み管径
25.4mm 以上

悪い位置

吸込み管径
22.2mm 以下 温度自動
膨張弁

分流器

蒸発器
なるべく短くトラップ
なるべく短く

図2.27

1.4.3

感温筒の取付け位置

図2.28

外部立上がり管の取付け位置

電磁弁

電磁弁は、電磁コイル（ソレノイド）に通電して、その磁場で鉄心（アマチュア）が引き上げられる力を利用して弁を開閉する。用途、管接続部とサイズにより多くの種類があるが、作動方式には、直動式とパイロット式に分けられる。
1.4.3.1

直動式電磁弁

鉄心自身が弁と兼用になっており電磁力で直接開閉する。口径の小さなものに適用される。
（図2.29）1.4.3.2

パイロット式電磁弁

中心部にパイロット弁を持つパイロットピストンが、回路を直接開閉するタイプ（図2.30）と、パイロットピストン、ピストンが動いて主弁が回路を開閉するタイプ（図2.31）とがある。
閉⇒開：パイロットピストン（⑤）の下部チャンバと上部チャンバ、及びピストン（⑦）の下部には入口圧力がかかっている。プランジャが動くとパイロット弁が開き、上部チャンバが出口圧力になるため下部チャンバと上部チャンバ間に圧力差ができて、パイロット
ピストンが上に動く。図2.30のタイプは開弁する。図2.31のタイプはさらに下部チャンバの圧力も出口圧力になるのでピストン（⑦）の上下の圧力差が大きくなってバネを押し上げて上に動き、主弁が開く。
開⇒閉：プランジャがパイロット弁を閉じながらパイロットピストンを押すと、上部チャンバが下部チャンバ圧力になって、図2.30のタイプはそのまま回路も閉じる。図2.31のタ
イプは、下部チャンバと出口が遮断されるので下部チャンバ圧力が上昇して、ピストン（⑦）の上下の圧力差が小さくなってバネ力によりピストンを押し下げて主弁が閉じる。
─ 51 ─

第２章

銅管配管の施工

取付けは、電磁コイル部を上方にし、異物の流入を防ぐ。また、通電中にコイルや弁の点検を行うと、コイルを取り外すことによってコイルの電気抵抗が小さくなってコイルが焼損したり、感電したりすることがある。

図2.29

直動式電磁弁

図2.31

1.4.4

図2.30

パイロット式電磁弁（ろう付け形）

パイロット式電磁弁（フレア形）

冷媒フィルタ

冷媒中にごみや金属屑などの異物が混入して循環すると、膨張弁のオリフィスを閉鎖したり、圧縮機の故障の原因になったりするので、現地配管が長く、工事中に混入が考えられる場合、液管の膨張弁前や圧縮機の吸入前に冷媒フィルタを取り付けることがある。
構造は、炉網を円筒内に設けたもので、冷媒通路をＬ字状にして、炉網の点検、交換が可能である。（図2.32）

─ 52 ─

第２章

図2.32

1.5

配管の支持

1.5.1

配管支持設計1.5.1.1

支持設計の要点

銅管配管の施工

冷媒フィルタ

配管支持は、自重支持、固定支持・振止め支持、防振支持・耐震支持など、配管内の流体、付属機器、保温材その他を含めた自重すべてを支え、伸縮や振動などの力に耐える必要がある。
1.5.1.2

管の膨張による応力（１）線膨張率
温度が1K変化するごとに変化する長さと元の長さとの比であり、式（2.1）で表される。

D = 1 dl ……（2.1）
l0 dt：材料の線膨張率[1/K]

l0 ：その温度における長さ [m]表2.17に配管材料の線膨張率の例を示す。配管の伸縮量は式（2.2）によって計算される。
（手引き51ページ参照）' = D L（t2−t2）……（2.2）
：温度変化による配管の伸縮量 [m]：線膨張率[1/K]
t1 ：配管設置時の温度[℃ ]t2 ：配管の最高又は最低温度[℃ ]

L ：設置時の配管の長さ[m]

表2.17に、各材料の100mあたりの伸縮量  （mm）の計算値を示す。
（手引き51ページ参照）

─ 53 ─

第２章

銅管配管の施工（２）膨張による応力
長い配管の場合、温度変化による膨張・収縮を吸収する装置が必要である。
両端固定で温度が上昇する場合の配管に発生する応力は、式（2.3）で表される。

V = E D（t2−t2）……（2.3）
 ：配管に生ずる応力[Pa]

E ：配管材のヤング率[Pa]

1.5.1.3

固定点の応力（１）密閉管路の固定点
密閉配管系の静荷重を支える固定点には、配管の付属機器、保温材その他を含めた自重と流体の自重のすべてが加わる。
（２）伸縮継手の固定点
伸縮継手を取り付けるときは、図2.42に示すような座屈防止用の振れ止めを設けることが必要で、これがないと座屈を起こすことがある。
配管の最小座屈荷重は、オイラー座屈の式（2.4）より求めることができる。
W = S nEI……（2.4）l2
2

W ：配管の座屈荷重[N]

n ：端末の条件による係数
両端固定（両端回転自由支持）のときn=1
E ：配管のヤング率（縦弾性係数） [Pa]I ：配管の断面二次モーメント[m4]

l ：振れ止め取付け間隔[m]

配管が座屈を起こさないための振れ止めの最大間隔は式（2.5）となる。
lmax =S 2EI

FB ……（2.5）

lmax：振止めの最大間隔[m]

FB ：管に働く圧縮力

[N]

1.5.2

施工上の留意点

1.5.2.1

配管の伸縮量表2.17で示すように、管は温度変化によって膨張や収縮が起こり、管の両端を固定した
場合、収縮に比例した応力が管材料に現れ、座屈、破壊などの原因となる。
管の膨張、収縮による配管の破損を防ぐための措置が必要である。
1.5.2.2

支持間隔

配管の支持は、常に配管が熱変化により膨張、収縮することを考慮して施工しなければならない。表2.18のループ、オフセットや、図2.9の膨張曲がり管によって、この長さの変─ 54 ─

第２章

銅管配管の施工化を吸収するわけであるから、その直管部の中央においては固定支持でもよいが、他はす
べて膨張、収縮を妨げない支持金物とすることが望ましい。また、保冷を必要とする配管に対しては、熱伝導を考慮し、木台などを挿入して直接金物に触れないようにすべきであ
る。

1.5.3

支持金具の種類

支持金具及び支持装置には種々のものがあるが、主な目的をあげると次のようになる。
① 配管重量の支持② 熱応力などによる配管および接続機器の破損防止③ 流体漏れの防止④ 配管の振動防止（1）管支持台
固定式のものと可動式のものがある。固定式は、管の伸縮がほとんどない場合の管の支持固定や、伸縮がある場合に配管や接続機器へ過大な加重が作用するのを防止するために使用する。伸縮がある場合の固定支持は、配管の途中の適当な箇所に伸縮継手などを入れ、伸縮を吸収する方法を用いる。可動式のものは、管の軸方向の伸縮は拘束せず、管の重量の支持および振れ止めを目的として用いられる。
銅管を鋼製の支持材で直接固定すると熱伝導、接触摩耗等の不具合が生ずるので緩衝材を当てることが必要です。
図2.33 〜図2.40に支持の例を示す。

図2.33

支持台の例

─ 55 ─

第２章

銅管配管の施工

図2.34

図2.35

配管支持の例

ウレタンリング使用例

─ 56 ─

第２章

図2.36

保温付配管支持例（１）図2.37

保温付配管支持例（２）図2.38

保温付配管共通支持例

─ 57 ─

銅管配管の施工

第２章

銅管配管の施工

図 2.39立て管の支持例（1）図 2.40立て管の支持例（2）（2）吊り金具および装置
吊り金具および装置にも図2.42のように、固定式のものと可動式のものがある。用途、目的は支持台の場合と同じである。固定式には、吊りバンド、Ｕボルトなどがあり、可動式には、継ぎ足しフック付吊りバンド、吊りローラ、スプリングハンガなどがある。
スプリング式には、荷重変動形と荷重一定形とがある。荷重変動形は、管の伸縮により支持点が移動するとばねの変位量が変わり、支持荷重であるばねの弾性力が変化する。たとえば図2.41のように、ばね定数K＝20kg/cmのスプリングハンガを用いて、支持荷重が200kgであった場合、管の伸縮によりばねが荷重方向に30mm変位すれば、支持荷重は次のようになる。200＋20×3＝260kg

図2.41

変位の例

荷重一定形は、配管の支持点の移動量がある範囲内なら、ばねの変異量が変わらず、支持荷重が初期の大きさと常に同じになる方式のものである。荷重一定形のハンガには、ス
プリング方式のほか重錘を使ったものもある。

─ 58 ─

第２章

座屈防止用振れ止め支持

形鋼振れ止め支持図2.42

吊り金具および吊り装置と取付け例
─ 59 ─

銅管配管の施工

第２章

銅管配管の施工（3）多数の配管が平行に並んでいる場合

図2.43

配管群の支持方法

図2.43のように支持ばりを使い、Ｕバンド、ハンガにより、間隔をそろえて支持する。
支持ばりは一般に形鋼を使用する。支持ばりの強度は次のように計算する。
支持ばりは２点支持の単純ばりと考える。荷重は、各配管の集中荷重とはりの自重の等分布荷重が考えられるが、簡単のため全荷重が中央に集中して作用するものとする。そのときはりに生じる最大曲げ応力σmaxおよび最大たわみδmaxは次の式で算出できる。

V max = Mmax = WLZ
3
G max = WL
48EI

4Z

……（2.11）

ただし、Mmax ：最大曲げモーメント

N･mm
mm3

Z

：支持ばりの断面係数

I：支持ばりの断面二次モーメントmm4

E：支持ばりのヤング率19.4×104

N/mm2

W

：はりにかかる全荷重

NL：はりの支点間距離mm

一般に支持ばりにかかる荷重は、中央に集中荷重として作用するものとして計算してお
けば、はりの強度は安全である。明らかに等分布荷重として作用する場合は、式2.11荷重
Ｗを1/2倍して求める。ただし、はりにボルト穴などをあけたときは、応力集中を起こし、強度は半減するので、許容応力  aを1/2にとる。形鋼の許容応力は荷重の種類により次のようにする。
静荷重

90 〜 150N/mm2

動荷重

60 〜 100N/mm2

繰返し荷重30 〜 50N/mm2

許容たわみ  は、約３mmとする。
─ 60 ─

第２章

銅管配管の施工

図2.44は等辺山形鋼（Ｌ形鋼）及びみぞ形鋼を用いた支持ばりのスパンを求める線図で許容たわみ３mmとして計算した。許容応力  aのときの補正は、ある。許容応力80N/mm2、（  a/80）倍すればよい。

図2.44

支持ばりのスパン

この図は、1本の形鋼に中央集中荷重のある場合で、その他は次の補正をする。
○

等分布荷重の場合

Ｗを○２本の形鋼を使用すれば○形鋼に穴をあければ1/2にして図を使用する。
Ｗを1/2にして図を使用する。

Wを２倍にして図を利用する。

穴をあけた２本の形鋼で、等分布荷であれば、（2×1/2×1/2）Ｗ＝1/2Ｗとなる。
許容応力  aが80N/mm2以外のときは、Ｗを（  a/80）倍する。

1.5.4

横走り管、立て管

一般の配管においては、管材料、配管の状態及び使用条件などを考慮し、床、天井、壁及び構造物などを利用して、図2.33 〜図2.43のように支持する。配管の支持点は、次のようにする。
（１）横走り管の支持間隔
走り管の支持間隔は、基本的には管をはりと考え、管本体、管継手、付属器具、絶縁材
及び流体などの重量による曲げ応力やたわみを検討して決める。一般には、おおよそ表─ 61 ─

第２章

銅管配管の施工

2.24aのようにする。
ただし、配管途中に伸縮継手、弁、トラップ、曲り管、分岐管などがある場合や機器からの配管は、その近くに支持点をとる。離脱の危険がある場合は、離脱防止金具を取り付ける。
表2.19a

呼び径
分類

15

横走り管の吊り及び振れ止め支持間隔

20

鋼管及び
横走り管 ステンレス
棒鋼吊り
銅管
鋼管及び
形鋼振れ ステンレス
止め支持
銅管

25

32

40

50

65

80 100 125 150 200 250 300

２ｍ以下

３ｍ以下

１ｍ以下
―
―

２ｍ以下
８ｍ以下

６ｍ以下

12ｍ以下

８ｍ以下

12ｍ以下

注1）鋼管及びステンレス鋼管の横走り管棒鋼吊りボルトの径は、配管呼び径100以下は
M10又は呼び径９mm、呼び径125以上200以下はM12、呼び径250以上はM16とする。ただし吊り荷重が集中する箇所等は確認のうえ、吊り径を決定する。
注8）冷媒配管の横走り管の吊り金物間隔は、銅管の外径が9.52mm以下の場合は1.5ｍ
以下、12.7mm以上の場合は２ｍ以下とし、形鋼振れ止め支持間隔は銅管に準ずる。
ただし、液管・ガス管共吊りの場合は、液管の外径とする。
（２）立て管の支持間隔
鋼管を使った立て管の支持間隔を示すと、おおよそ表2.24bのようになる。また、銅管は普通約２mとする。ただし、建物内の配管では、各階１箇所以上に振れ止めをする。固定点は、立て管の上端部又は下端部の１箇所か２箇所とする。
表2.19b立て管の固定及び振れ止め箇所

固定

鋼管及びステンレス鋼管

最下階の床又は最上階の床形鋼振れ止め支持鋼管及びステンレス鋼管、
銅管

各階１箇所

○呼び径80以下の配管の固定は、不要としてもよい。
○鋼管及びステンレス鋼管で、床貫通等により振れが防止されている場合は、
形鋼振れ止め支持を３階ごとに１箇所としてもよい。

─ 62 ─

第２章

図2.45

銅管配管の施工

弁、曲管、分岐部の支持点（３）冷媒用銅管の支持間隔
表2.20

部位
横走り管
立て管

冷媒用銅管の吊り及び振れ止め支持間隔

支持分類

管呼び径（mm）
19.05以下

22.22以上

支持

１ｍ以内

1.5ｍ以内耐震振れ止め

―

６ｍ以内

支持固定
耐震振れ止め

各階１箇所以上

─ 63 ─

備考第２章

銅管配管の施工

2．配管の加工2.1

工具の互換性（R22/R407C/R404A/R410A）

計測機器と工具は、R410A専用のものを使用する。
○従来品（R22用）と互換性有工具

従来品（R22用）
との互換性
R407C
R404A

R410A

○

○

パイプカッタ面取リリーマ■R410A専用（R22と互換性無し）
留

意

点

用

途

冷媒配管の切断
バリ取り■
・R410A専用フレア工具あり。R407Cにも 冷媒配管のフレ
ア加工（○）
そのまま使用可能
・R410Aは耐圧を高く保つ必要があり、フフレア加工時のレア開ロ部を大きく加工する
出ししろ調整―■従来品を流用のときは、 出ししろ調整 銅管突き出し寸用銅管ゲージ （不要）用ゲージ で出ししろを管理して使用 法の管理
フレア工具

○

パイプベンダ○○冷媒配管の曲げ
加工

拡管工具

○

○

冷媒配管の拡管

2.2

パイプの切断パイプの長さに余裕（30 〜 50cm）を見てパイプカッタで切断面は正しく直角に切断する。
パイプカッタ銅管を必要寸法に合わせて切断する工具。
銅管口径および肉厚に応じて、大、中、小その他各種類がある。

種類①小口径銅管用
対応…銅管外径特徴○小型で回転半径が小さいので狭い場所
３〜 16mmでの作業に適している。
○キャピラリチューブも切断が可能。

─ 64 ─

第２章

種類②中口径銅管用

銅管配管の施工特徴○普及型のパイプカッタ

対応…銅管外径

３〜 32mm

切断可能肉厚…

〜３mm

種類③大口径銅管用特徴○25.4mm以上の大口径銅管を切断するの対応…銅管外径

６〜 60mm

切断可能肉厚…

〜３mmに適している。
○アジャスタブル機能がついていますので作業性にもすぐれている。

୙Ⰻ

Ⰻ
᧵᧬r

⍍ሰ

⒇⒈

扣ቭ

ࣃ࢖ࣉ࢝ࢵࢱ

㖡⟶ࣃ࢖ࣉ࢝ࢵࢱ࡛ࡢ㖡⟶ࡢษ᩿


種類④電動パイプカッタࣃ࢖ࣉ࢝ࢵࢱࢆ⏝࠸ࠊ㖡⟶ࢆṇࡋࡃ┤ゅ࡟ษ᩿ࡍࡿࠋ

特徴○電源100Vで短時間で切断できる。

対応…銅管外径 9.53 〜 34.93mm ○バリが少なく、切断後の処理が少なく切断可能肉厚…

〜 1.5mmて済む。

パイプ切断の不具合と対策事例
不具合内容

対処方法の例

銅管の変形による接合面からの漏えい

変形しないようにパイプカッタをゆっくり締め込み
直角に切断する

切断面の変形によるフレア部の変形

切断時に著しく切断面が変形した場合は、切断しなおす─ 65 ─

第２章

銅管配管の施工2.3

切断面仕上げ

切断面を目の細かいやすりで押しながらていねいに仕上げる。
管内に切粉が入らないように加工面を下向きにし、やすりで仕上げる。

2.4

曲げ加工

ベンダによりパイプができるだけつぶれないように必要に応じ曲げる。
冷凍保安規則関係例示基準23.6.4（曲げ加工をする管）において、曲げ半径Rが管の外径Dの４倍未満の場合、曲げ半径を考慮した管の肉厚を選定することとなっている。
冷媒配管は、外径Dの４倍以上の曲げ半径Rで曲げることを推奨する。



'




'௨ୗ࡟࡞ࡽ࡞࠸
ࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ

ベンダによる曲げ加工
・曲げ内側にしわが現れる場合は、曲げ半径は過小か、管肉厚が薄く適正でないので、使用しない。
・芯金を管内に通して曲げると、しわの予防が出来る。
各種ベンダを下記に示す。
・レバー式チューブベンダ

・油圧式ベンダ・電動式直管ベンダ・充電式ベンダ─ 66 ─

第２章

2.5

銅管配管の施工

バリ取り

パイプカッタで切断するとバリが出るので面取工具（リーマ）でバリを取る。
切粉がパイプ内に入らないように下向きで作業すること。
厚肉銅管を用いる場合はバリも大きくなるので充分バリ取りを行う必要がある。
リーマ
銅管切断面のバリ（かえり）を取除き、切断面を整えるための工具である。切断面を整えないと、フレア面にキズが付き、フレア接続をした時に冷媒漏れを起こす原因となる。
①普及型銅管リーマ
対応…銅管外径特徴
３〜 35mm○銅管に差し込みまわすだけで面取り作業が行える。
（リーマは一方向にまわす）○放射状に刃が複数枚ついているので作業効率が良く、きれいな仕上げになる。
㓄⟶
࢚࢝ࣜ
ࣂࣜྲྀࡾ

ษ⢊ࡀ⟶ෆ࡟ࡣ࠸ࡿ


②スクレーパ型リーマ
対応…銅管外径

３〜 35mm特徴○刃が自在に動くので回す方向にかかわらず面取り作業が可能である。
○オプションで形状を選べるので様々な面取り作業に適している。

銅管内部に入った銅クズは、ドライバの柄等で軽くたたいたりガーゼ棒にて除去する。

2.6

フレア加工

フレアナットを挿入し、フレアダイス面から配管先端までは適正な寸法でセットし、フレア内面はキズがないように真円で均一に加工する。
フレアツールフレアツールとは、銅管を接続するために、管端部をフレア（ラッパ）状に加工する工具である。
フレアツールの種類①第１種銅管用フレアツール（R407C, R404A, R507AおよびR22）
第１種銅管用フレアツールとは、従来のHCFC系冷媒用銅管加工に用いられていたフレアツールである。第１種のHFC冷媒銅管は肉厚的にHCFC用銅管と大差なく、また、─ 67 ─

第２章

銅管配管の施工

フレア寸法の規格も従来のままのため、従来のフレアツールが適用可能である。種類
としては、クラッチ式フレアツールとウイングナット式フレアツールがある。

②第２種銅管用フレアツール（R410A）
第２種銅管用フレアツールとは、R410A用銅管のフレア加工に開発されたフレアツールである。第２種用の銅管はフレア寸法の規格が従来および第１種の寸法より大きくなる。そのため第１種用のフレアツールをそのまま使用して第２種用の規格に適応したフレア寸法に加工する場合は、「出ししろ調整用銅管ゲージ」が必要である。
種類としては、クラッチ式フレアツールの一種類である。
R410A用クラッチ式フレアツール
対応

銅管外径

6.35 〜 19.05mm

特徴○従来と同じ作業方法で新規格を満たす事ができる。
○ R410Aの刻印と冷媒色（桃色）の塗付により従来品との区別ができる。

各フレアツールと各冷媒用配管との対応表
CFC用

HCFC用 R404A用 R407C用 R507A用 R410A用

クラッチ式
フレアツール

○

○

○

○

○

△注

ウイングナット式
フレアツール

○

○

○

○

○

×

R410A用クラッチ式
フレアツール

○

○

○

○

○

○

△注：「出ししろ調整用銅管ゲージ」を使用することにより可能

─ 68 ─

第２章

銅管配管の施工

フレアナット
呼び径1/4，3/8及び3/4のフレアナットは第1種（3.45MPa）と第2種（4.15MPa）は共通である。
呼び径1/2，5/8のフレアナットは使用圧力別に第1種用と第2種用とに区分され、スパナ掛けするB寸法（二面幅寸法）が第2種では大きくなっている。
その形状、寸法を、表2.6に示す。
フレア加工の手順①加工ツール清掃

フレア加工を行う前に、フレアツールのコーン部の清掃を行う。

②フレアナット挿入

挿入忘れはありませんか。

③頭出し

フレアダイスからの出ししろを正しくセットする。

④フレア加工内面は光沢があり、キズがないように真円で均一に加工する。
・ポンチの表面を清掃する。
・フレアダイスにフレアポンチをかまࣇࣞ࢔࣏ࣥࢳ

せ、銅管とフレアポンチのセンタを合わせる。

㖡⟶・フレアポンチのハンドルを徐々に回ࣇࣞ࢔ࢲ࢖ࢫ

Ⴠ⋞㉒ነዙዐⅧሰ

し、銅管を拡げる。
・ハンドルを回していくと「カチッ」と音がする。念のため、さらに３〜４回回転させる。
ฟ㐣ࡂ

ഴࡁ

㠃യ

ࣇࣞ࢔ຍᕤࡢ୙Ⰻ౛

─ 69 ─

ࡦࡧ๭

೫⫗

第２章

銅管配管の施工⑤フレア部の確認
・フレア内面が、均等な幅で光沢があること。
・フレア部の肉厚が均等であること。

・フレア部の大きさ（Ａ寸法）が下表の通り規定値に入っていること。（JIS B 8607:2008）

r
s
㸰
㸳

ȭ$

ȭ'㸮

㸲

㸷㸮rs㸰rr

参考：フレア部の大きさ（A寸法）の確認のため、フレアサイズゲージ等の使用を推奨する。
─ 70 ─

第２章

2.7

銅管配管の施工

ろう付け接続部加工

ろう付けは接続面を重ね、そのすき間にろう材を溶着させ、接着力でもたせるもので、接合面積を十分にとり、適切なすき間を取ることが大切である。
エキスパンダエキスパンダとは、銅管をろう付け接続するために、一方の管の端部をふくらませる加工をする工具である。
標準的な拡管範囲

充電式油圧エキスパンダ

銅管外径 9.52 〜 38.1mm

手動式に比べ拡管作業が容易にできる。
標準的な拡管範囲

銅管外径 9.52 〜 41.28mm

銅管継手の最小はまり込み深さと、管外径の継手内径とすき間は、下表の通りである。
銀ろうの場合、すき間は0.05mm 〜 0.1mm程度が最も強い状態に接続できる。

銅管継手の最小はまり込み深さとすき間

単位：mm

管外径
Ｄ

最小はまり込み深さ
Ｂ

すき間
Ａ−Ｄ

５以上８未満８〃12〃

６
７

0.05 〜 0.35

12〃16〃
16〃25〃

８
10

0.05 〜 0.45

25〃35〃
35〃45〃

12
14

0.05 〜 0.55

冷凍保安規則関係例示基準

─ 71 ─

第２章

2.8

銅管配管の施工

ブロー

配管単体を配管加工後、窒素でブローして、配管内のゴミ等を除去する。

2.9

配管養生

冷媒配管の養生は配管内への水分･ごみ・埃等の浸入を防止するもので重要な作業である。
水分の混入による大きなトラブルも多数発生しており、そのようなトラブルを未然に防ぐ意味でも注意が必要である。
管端部は、全て養生が必要であり、最も確実な方法は「ピンチ方法」である。
施工箇所や養生期間により、簡易的に「テーピング方法」を選択することもある。
場所
屋外
室内

工期

養生方法

１ヶ月以上

ピンチ

１ヶ月未満

ピンチ又はテーピング

問わず

ピンチ方法
銅管の端を一度閉塞し、すき間をろう付けする方法である。
長期間養生の場合、管内の空気を窒素置換する事により、酸化防止できる。
（窒素ガスを0.02 〜 0.05ＭPa程度封入）

テーピング方法
銅管の端を、ビニルテープでカバーする方法である。

─ 72 ─

第２章

銅管配管の施工

3．溶接
溶接とは ｢二つ以上の金属あるいは非金属材料を局部的に結合させる事｣ であり、接合部は一般に何らかの形で加熱される。溶接中に付加される金属（材料）を[溶加材]というが、溶加材としては溶接棒又はワイヤを使う場合と使わない場合とがある。
溶接法には接合部に圧力を加える場合と加えない場合とがある。いずれにしても、接合部に空気中の酸素、窒素又は湿気などが有害な作用を及ぼす為、これらに対する対策をとる事は、全ての溶接法に共通して必要な事である。
溶接法は、広く実用化されているものだけでも表2.21に示すようにたくさんある。ここでは手溶接であるろう接（ろう付）について述べる。
表2.21

溶接方法の種類

被覆アーク溶接
手アーク溶接ティグ溶接
プラズマアーク溶接
ソリッド
ワイヤ

アーク溶接
融接

マグ溶接（CO2 又は Ar+CO2）
ミグ溶接

半自動アーク溶接

フラックス マグ溶接（CO2）入りワイヤ セルフシールドアーク溶接

自動アーク溶接

サブマージアーク溶接

エレクトロスラグ溶接
ガス溶接
電子ビーム溶接
溶接方法

レーザビーム溶接
ガス圧接
常温圧接
スポット溶接プロジェクション溶接
抵抗溶接
圧接

シーム溶接
アプセット溶接
フラッシュ溶接
バットシーム溶接

鍛接
摩擦圧接
爆発圧接
超音波溶接
ろう接

ろう付（硬ろう）はんだ付（軟ろう）

溶接施工者については、溶接方法、材料の種類、寸法及び溶接姿勢に応じて下記資格を有する者又は同等以上の技量を有する者が施工することを推奨する。
・JIS Z 3801（手溶接技術検定における試験方法及び判定基準）

─ 73 ─

第２章

銅管配管の施工

・JIS Z 3821（ステンレス鋼溶接技術検定における試験方法及び判定基準）
・JIS Z 3841（半自動溶接技術検定における試験方法及び判定基準）
・冷凍機器溶接士（高圧ガス保安協会）

3.1

ろう付

ろう付は金属を接合する方法の一種で、接合する金属より融点の低い温度で溶融するろう材を用いて、母材を溶融せずにぬれと毛細管現象により接合する方法。ろう付けには、軟ろうと硬ろうに分かれ、軟ろうは、融点が450℃以下で、ハンダなどが主に用いられる。
硬ろうは、融点が450℃以上で、リン銅ろう、銀ろうなどが主に用いられる。
冷媒配管のろう付を軟ろうで行った場合、接合強度が不足し、ガス漏れなどの事故が発生するため、冷媒配管のろう付は硬ろう付けで行う事が必要である。
表2.22

3.1.1

溶接方法の比較

ろう付作業目的

ろう付作業の直接の目的は、次の二点である。
（1）ろうが毛管現象によって、銅管と継手のすきまに吸い込まれるのに適した温度になるまで、接合部を手際よく昇温（予熱及び加熱：3.6 136ページで詳述）させてろうを差し、銅管と継手を接合する。
（2）銅管と継手のすきまに、ろうを十分吸い込ませた後、フィレットを十分に形成させ、接合部の信頼性を確実にする。

─ 74 ─

第２章

銅管配管の施工

3.2 安全衛生
3.2.1 作業に必要な資格
可燃性ガス（アセチレン、プロパン、混合ガスを含む）と酸素との燃焼炎を使用する場
合は、次のいずれかの資格が必要である。
① ガス溶接作業主任者免許を受けた者② ガス溶接技能講習を終了した者③ その他厚生労働大臣が定めた者

3.2.2

服装及び安全用具

作業着（なるべく木綿製）上下、安全靴、作業帽子（ヘルメット）、革手袋、保護めがね（遮光番度号１，２程度）、逆流及び逆火防止弁付きトーチ、防じんマスク（状況に応じて）等を着用し、安全に努めなければならない（図2.24参照）。

3.2.3

その他

① 炎や加熱物によるやけどに注意する。
② ガスボンベの取り扱い及びガスもれに注意する。
③ 周囲の可燃物を除去する。もし除去できない場合は、確実な防炎処置をとる。
④ 有毒ガスやヒュームを吸わないように、換気に注意する。
⑤ その他、状況に応じて安全対策を怠らないようにしなければならない。

─ 75 ─

第２章

銅管配管の施工

図2.24

3.2.4

安全作業

アセチレン溶接装置① アセチレンは炭化物なので、火をつければ非常によく燃え、きわめて不安定な気体である。一般にはアセトンに溶解して使用している。
② 溶解アセチレン調節器は鋼製でできている。酸素調節器は黄銅製である。アセチレン
は銅と化合すると爆発性の化合物ができるからである。
アセチレン容器の弁も鋼製なのは、同じ理由からである。
③ 酸素は無色無臭の気体である。比重1.105（空気に対する）で支燃性ガス（酸素自体は燃えない）である。
④ １ℓの重さ（０℃、101.3kPa）1.429g、沸点−183℃⑤ 大部分の元素と直接化合し、酸素と化合することを酸化という。
─ 76 ─

第２章

銅管配管の施工⑥ 燃えやすい気体や粉じんに、酸素がある割合で混合したものに点火すると爆発的に化合する。
⑦ アセチレンと酸素を吹管で混合し、点火すると3,000 〜 3,200℃の高熱を出す。
※吹管はガス溶接機、ガス切断器と同義語。JISではガス溶接機。ガス切断器は吹管（トーチ）と吹口から構成されていると定義されている。

3.2.5

酸素容器の取扱い方

3.2.5.1

使用上の注意事項① 通風の良い場所で行い、容器は転倒しないように、くさりなどをかけておくこと。
② 弁の開閉は静かに、開閉ハンドルで行う。使用中は必ずハンドルは弁に取り付けておくこと。
③ 使用中、弁は十分に開いておく。ただし、溶解アセチレンは1.5回転以上は開かないようにする。
④ 弁を開いたとき、スピンドルのまわりからガスが漏れた時は、直ちに弁を閉じる。外側のナットをスパナで強く閉め、再び弁を開いてガス漏れするときは、弁を閉めて容器を安全な場所に移し、弁不良と容器にチョークなどで書き、返納する。
⑤ ガスの出をよくするために、容器を温水中に浸して加熱するときは、容器表面積の20%以上を浸さないようにし、40℃以下に保つ。また、加熱に裸火や蒸気などを使用しない。
⑥ ガスの使用を一時中止するときは、容器の弁を必ず閉める。
⑦ 使用後は、容器内にわずかのガス圧を残し、必ずバルブは閉じてガス漏れがないか点検してから、キャップを取りつけて「空」の表示をしておく。
⑧ 空容器といえども、板金加工の丸棒の代用にしたり、その他衝撃を与えるようなことはしない。特に溶解アセチレン、プロパンなどの液化ガスは横にしない。
3.2.5.2

異常時の処置① ガス漏れの起こしやすい個所は容器と弁との取り付け部分、弁のグランドナット、安全弁、圧力調整器の取付け部分、調節器の安全弁、調節器とホースの連結部などである。ガス漏れの確認は石けん水を用いるか、または検知器を使用して行い、決して線
香、ライター、煙草の火などの火気を使用しない。
② 安全弁の作動
安全弁が作動したら付近の火気や、可燃物を速やかに取り除く。安全弁が作動して酸素が噴出しても、付近に火気や、可燃物がなければ危険はないから、ガスの放出が終わるまで放置しておく。その後、容器にチョークなどで「安全弁不良」と書いておく。
③ 容器弁の破損などにより、急激に多量のガスが噴出した場合、容器がロケットのように飛ぶことがあるので注意を要する。
④ 発火した場合
容器弁頂部、調節器などより発火した場合は、あわてずに、噴出ガス・火炎に当たらぬようにして、直ちに弁を閉じる。
火が消えない場合は、消火器または多量の水をかけて速やかに消し止める。
─ 77 ─

第２章

銅管配管の施工⑤ 火災の処置㋑火災が発生した場合に、延焼の恐れあるときは、直ちに容器は安全な場所に運び出す。
㋺搬出できない時は、多量の水をかけて容器を冷却する。
⑥ 容器の破裂大惨事の事故を起こすことになるから、十分注意すること。

3.2.6

溶解アセチレン容器の取扱い方

3.2.6.1

使用上の注意事項

1.

②③④⑤⑥⑦⑧（酸素容器の項の番号の部参照）⑨ 決して１kg/cm2（0.098MPa）を超える圧力でアセチレンを使用しない。
⑩ もしキャップが凍りついたときは、温水（40℃以下）で溶かす。決して沸騰中の湯とか、蒸気は使用してはいけない。容器の可溶安全栓（70℃で作動する）が溶けるからである。
⑪ 弁または容器の安全装置はいじらない。
⑫ アセトンが流出するから、容器は決して倒したりしない。
⑬ 容器をアーク溶接機や、電気配線に接触させない。
⑭ 容器の近くへ火花や火炎を近づけない。特に吹管の炎を安全装置に触れないようにする。
⑮ アセチレンのガス漏れの検査は、石けん水またはガス検知器を用い、決して火炎を用いない。
3.2.6.2

異常時の処置① （酸素の項の番号参照）② 万一、弁または安全装置からガス漏れをした場合は、周囲の火気は全部消火して、容器を屋外に移動し、火気を近づけないようにする。
③ ガス漏れした場合の処置方法（a）ガス漏れが防げない時は、付近に火気や燃えやすいものがない安全な場所に速やかに移動し、購入先に連絡して早く処置をとるようにする。
（b）可燃性ガスの安全弁が破壊し、ガスが噴出したときは、周囲の火気は完全に消し、窓を全開して、容器に水をかけ、温度上昇を防ぐ。
（c）ガス漏れにより爆発、火災の危険がある場合には連呼し、付近の者にそのことを伝え避難する。
④ 着火の場合（a）弁などからのガス漏れに着火した場合は、直ちに弁を閉じ消火器により消火する。
（b）弁を閉めてもガス漏れが止まらないで着火したときは、速やかに他の容器を他の安全な場所に移し、着火している容器には消火器ならびに消火栓によって消し止める。
（c）消火後周囲が加熱されている場合には、再び着火することがあるので、水で容器を十分に冷却する。
（d）なお、消火不能の場合には、容器の温度が上昇しないように放水を大量に与え、消─ 78 ─

第２章

銅管配管の施工

防署に連絡する。
（e）消火が間に合わない時には、危険であることを連呼して、付近の者たちにそのことを伝え、避難する。

3.2.7

アセチレンガスの性質ならびに危険性① カーバイトに水を反応させると、アセチレンガスを発生する。
② このガスは水素と炭素の化合物（炭素92.3％、水素7.7％）で火をつければ非常によく燃える。きわめて不安定なガスである。
③ 純粋なものは無臭であるが、不純物（炭化水素、アンモニア、メタン、りん化水素など）を含むと悪臭を発する。
④ １ℓの重さ１kg/cm2（98kPa）･15℃で1.17gである。
⑤ 色々な液体に溶けるが、15℃、１気圧（101.3kPa）でアセトンには25倍溶ける。
⑥ アセチレンは銅、銀と作用して、アセチレン銅、アセチレン銀などの爆発性の化学物を作る。
⑦ アセチレンと空気の混合比は、アセチレン濃度が13％の時が最大の爆発圧力である。
⑧ アセチレンは三重構造を持つ不安定な化合物で、衝撃作用で爆発するので1.3kgf/cm2（127kPa）以下で使用しなければならない。

3.2.8

アセチレンの危険性① 温度が480℃以上に達すると自然発火する。
② １kg/cm2（98kPa）以下では爆発の危険はないが、２気圧（202.6kPa）以上は爆発の危険がある。
③ 空気や酸素と混合すると爆発性混合ガスをつくり衝撃、まさつによる火花、電気のス
パーク、タバコの火などから引火爆発をする。
可燃性ガスが空気、酸素と混合した時の爆発範囲

可燃性ガスの種類

爆発範囲（容積％）
空気と混合

酸素と混合

アセチレン

C2H2

2.5 〜 100,0

2.3 〜 100.0

プロパン

C3H8

2.1 〜 9.5

2.2 〜 57.0

プロピレン

C3H6

2.0 〜 11.1

2.1 〜 53.0

ブタン

C4H10

1.6 〜 8.5

1.8 〜 49.0

─ 79 ─

第２章

3.3

銅管配管の施工用語の説明

本手引きで使用する主な用語の意味を次に示す。
用

語

意

味

１

ろう

450℃以上の高い融点を持つろう接用溶加材。
硬ろうとも言う。

２

ろう付

ろうを用いて母材をできるだけ溶融しないで行うろう接方法

３

はんだ

450℃未満の低い融点を持つろう接用溶加材。
軟ろうとも言う。

４

はんだ付

はんだを用いて母材をできるだけ溶融しないで行うろう接方法

５

ろう接

ろう又ははんだを用いて、母材をできるだけ溶融しないで、ぬれ現象によって接合する方法。
ろう付及びはんだ付の総称。

６

液相線温度

溶加材（ろう及びはんだ）を溶融状態から冷却し、凝固が開始する温度。逆に、加熱したとき完全に液体状態になる温度。

７

固相線温度

溶加材（ろう及びはんだ）を溶融状態から冷却し、凝固が完全に終了する温度。逆に、加熱したとき溶け始める温度。

８

硬質銅管

銅管の製造過程で加工硬化させた質別Ｈの銅管をいう。

９

軟質銅管

銅管の製造過程で焼きなまし、質別Ｏの状態の銅管をいう。

10

被覆銅管

銅管の外側を合成樹脂などで被覆した銅管。

11

コイル管

軟質銅管をコイル巻きにしたもの。

12

すきま

継手部にろうが充填されるために、予め設けた部分。

13

重ね継手

二つの母材を重ねてろう付を行う継手。

14

フィレット

重ね継手などにおいて、継手のすきまからはみ出したろうの部分
（図参照）

15

フラックス

ろう付の際、母材及びろうの酸化物の除去、母材表面の保護などを行う、化学的活性のある溶剤。

16

炎色反応

バーナーの炎の外周部は透明青色であるが、ここに他の物質が入ると、その物質特有の色をした光を放つ現象。たとえば、銅管に炎を当てると、銅管が加熱されるに従い、銅の原子がイオンとなって炎に入り、炎が銅原子特有の緑黄色を示す。

17

電気ろう付機

熱源として電気の抵抗熱を用いてろう付を行う装置。

18

差しろう
（ろう差し）

ろう付温度に加熱された継手部にろうを当て、必要量を浸透させ
る作業

19

置きろう付

ろうを予め接合部において加熱するろう付

20

予熱

接合部の加熱をスムーズに行うため、接合部を加熱する前に、その周りを熱する作業。

21

加熱

接合部をろう付温度まで熱する作業。
次のページに続く

─ 80 ─

第２章

用

語

意

銅管配管の施工

味22

過 熱（ オ ー バ ー ろう付適正温度より温度を上げすぎた状態をいう。フラックスのヒート）
劣化や継手強度を低下させる。

23

フラックスの追い ろう付後、また母材が冷えていないときに、ろうが不足したため
差し
欠陥がある場合に、ろう付部に更にフラックスを添加すること。

24

ろうの追い差し

ろう付後、また母材が冷えていないときに、ろうが不足したため欠陥がある場合に、ろう付部に更にろうを添加すること。

25

ろう付欠陥
（ろう付不良）

ろう付部にできた欠陥。ボイド、ピンホール、ろう割れなどをいう。
また、フィレットが形成されない場合も含む。

26

ボイド

接合部でろうの行き渡っていない部分。

27

ピンホール

ろう付部に発生した小さな穴。

28

ろうだれ

接合面以外の周辺に余分なろうが垂れた状態をいう。

29

ろう割れ

ろう付部に発生した割れ。ろう付後ろうが完全に凝固しない前に動かしたり、力を加えたりすると生ずる。

30

腐食

金属が化学的又は電気化学的に侵されることをいい、全面腐食と局部腐食に分類できる。

31

潰食（かいしょく） 管内流体と管壁との相対速度が過大となり、発生した乱流によっ（ エ ロ ー ジ ョ ン・ て管壁がえぐられたように腐食された状態をいう。気泡の混入にコロージョン）
よって促進される。

32

孔食（こうしょく） 腐食媒（遊離炭酸、硫酸イオン、塩素、シリカ分など）によって、（ピッティング） 管が局部的に腐食する状態をいう。

33

継手強度

ろう付された継手（接合部）の強度

34

溶け分かれ

固相線温度と液相線温度との差が大きいろうにおいて、低融点成分が優先的に流れてしまい、後に高融点成分が残る現象

3.4 ろう付の知識
3.4.1 ろう付の定義
ろう付及びはんだ付けを表わす総称的な言葉として「ろう接」が使われており、「母材の融点より低い温度で溶ける溶加材（ろう、はんだ）を接合部に溶融添加して母材にぬれさせ、接合する方法」と定義されている。

3.4.2

ろう付の特徴ろう付を融接や圧接と比較すると、次の特徴が挙げられる。
①

母材をほとんど溶かさないで、薄板の接合や精密な接合ができる。

② 複雑な形状で、接合部がたくさんあるものの接合ができる。
③ 種々の組合せの異種金属や非金属の接合が容易である。
④ ろうの融点は母材の融点より低いので、ろう付部を再加熱することによって接合部を切り離すことができる。
⑤ 機械的な接合法と異なって気密・水密封止ができる。
⑥ 接着剤による接合と異なって導電性がある。
⑦ 融点の異なるろうを用いることによって、複数の接合部を順次ろう付できる。すなわ
ち、ステップろう付ができる。
⑧ 被覆アーク溶接作業ほど熟練を必要としない。したがって、比較的短時間に作業要領

─ 81 ─

第２章

銅管配管の施工が覚えられる。
⑨ 作業が比較的自動化しやすい。
⑩ 継手の形を考えることによって、母材に指摘する強さの継手ができる。

3.4.3

ろう付におけるぬれ及び毛管現象

銅管と銅管継手との間にできる狭いすきまに、溶融ろうが吸い込まれ、充填されて、もれの防止と十分な接合強度が得られるのは、ぬれ及び毛管現象の働きによる。
3.4.3.1

ぬれ現象

溶融ろうが、接合面になじんで広がっていく現象をいう。ろうが接合面によくぬれる条件としては、次の２点が最も重要である。
① 酸化被膜や異物のない正常な接合面② 適正なろう付温度

図2.46

3.4.3.2

ろうが母材にぬれるとは

毛管現象

接合部の狭いすきまに溶融ろうが吸い込まれて浸透していく現象をいう。
接合部の毛管上昇高さは、すきまが狭くなるほど高くなる。すきまと毛管上昇高さの関係を図2.47に、また、すきまとボイド発生の基本原理を図2.48に示す。
毛管現象が十分に発揮され、欠陥のないろう付を行うためには、適正なすきまを確保することが極めて重要である。一般に、銅配管のりん銅ろう付及び銀ろう付における理想的なすきまは、0.05 〜 0.15mmである。これより広いと、すきまにろうが完全に充填され難くなり、ボイドなどの欠陥が発生しやすくなる。

─ 82 ─

銅管配管の施工

毛管上昇高さ（mm）

第２章

すきま（mm）
図2.47

平行二板間のすきまと毛管上昇高さ

D（すきま）：0.3mmH（毛管上昇高さ）：24mm

図2.48

すきま及び毛管上昇高さ（H）とボイド発生の基本原理（図2.47参照）

銅管をりん銅ろう付したろう付部のろう回り具合の図である。ろうが浸透しているところは斜線で示されているが、これによると、ろうがまったく回っていない部分と、ろうの回っている内部に欠陥が見られる場合に分けられる。
ろうが継手部全体に行きわたっていないために生ずる欠陥を「ろう回り不足」といい、ろうが行きわたっているが、空気やフラックスまたはろうから発生したガス、また残留し─ 83 ─

第２章

銅管配管の施工

たフラックス、酸化物などの異物を包み込んだ部分を「ボイド」という。ボイドはフラックスを用いるろう付で、最も問題となる欠陥である。
★参考：ろう付に良好なすきまの見分け方の目安
銅管に継手を止めまで十分に差し込んだとき、すきまが全周にわたり均一でかつ真円であり、大きながたがないこと。このような場合、継手を下向きにしても、管と継手のわずかな摩擦で落下しない状態が保たれることが多い。

3.4.4

ろう

3.4.4.1

りん銅ろう

りん銅ろうは、ろう中の成分であるりん（P）がフラックスの役目を果たす（自己フラックス作用という、3.4.5.2参照）ため、銅と銅及び銅と青銅を接合する場合、フラックスを使用しなくてもろう付できるのが最大の特徴である。
また、りん銅ろうは、自己フラックス作用の関係で、液相線以下の温度でもろう付が可能である。特に、JISに規定されているBCuP-3は固相線温度と液相線温度との範囲が広い（約170℃）ため、接合部のすきまが大きい大径銅管のろう付に向いており、大きなフィレットの形成には最も適している。

図2.49

銀―銅平衡状態図

図2.49は銀−銅合金の平衡状態図で、ある温度で合金がどのような状態で存在しているかを図示したものである。純銀は約962℃に、純銅は約1,085℃に融点がある。共晶点は780℃のＥ点で純金属と同じように融解することを示している。
しかし、たとえば50％銀−50％銅合金では780℃の固相線温度であるＡ点に達すると溶融を開始し、液相線温度のＢ点に達するまで溶融し続け、Ｂ点の温度で固体すべてが溶け終る。ＡとＢの間の温度では液体と固体が混ざり合って同時に存在し、おかゆ状の半溶融状態になっている。
したがって、液相線温度と固相線温度の幅が広い合金では、溶融温度範囲をなるべく早─ 84 ─

第２章

銅管配管の施工

く通過させないと溶けた分だけが間隔に浸透してしまい、あとの残った固体の融点が上がって溶けなくなる「溶け別れ」を起こすことがあるので、注意が必要である。
りん銅ろうが、フラックスを使用しないでろう付できるメリットは、ろう付後のフラックス残さの除去作業が不要な上、残さによる腐食の恐れがないことである。しかし、フラックスを適切に使用することによって、ぬれ性及び浸透性が大幅に改善されることはいうまでもない。
りん銅ろうを使用する上で注意すべきことは、次の３点である。
（1）りん銅ろうは、鋼、ニッケル及びニッケル合金、ニッケルが10％以上含まれる銅合金などをろう付すると、脆いりん化合物ができるので使用してはならない。
（2）フラックスを使用しない場合、浸透性は銀ろうに比べて劣る。
（3）りん銅ろうはゆっくり加熱していくと、最初に溶けた低融点成分が流れ出し、後に高融点成分が残ってろう付温度で溶けなくなり、残さ状で残ることがある。このような現象を溶け分かれといい、特に置きろうの場合の加熱には注意が必要である。
現在、JIS（表2.23参照）で規定されているりん銅ろうは、BCuP-1 〜 6までの６種類があり、その主な特徴は次の通りである。
（1）BCuP-1：主として置きろうとして使用され、特に抵抗ろう付に適する。また、りんを多く含んでいる他の種類より延性に富んでいるが、流動性は劣る。
（2）BCuP-2,4：流動性が特によく、狭いすきまにもろうがよく流れる。
（3）BCuP-3,5：BCuP-2,4に比べて少し流動性が劣るので、フィレットが形成されやすく、
狭いすきまが確保できない場合に適している。
（4）BCuP-6：BCuP-2とBCuP-3の特性の一部を合わせたような性質を持っている。
3.4.4.2

銀ろう

銀ろうには自己フラックス作用がないので、トーチろう付の場合は、接合部にフラック
スを必ず塗布してからろう付を行う。したがって、ろう付後、湯洗などによってフラック
ス残さを除去するのが望ましい。
一般に、銀ろうはりん銅ろうに比べてぬれ性及び流動性がよく、すきまへの浸透性に優れている。しかし、すきまが広すぎると、浸透性が悪い上、十分なフィレットが形成されにくい欠点がある。
現在、銀ろうのJISには17種類が規定されている。このうちBAg-1,1A, ２及び３の４種
類には、カドミウム（Cd）が含まれており、BAg-8,8A,18及び21は雰囲気ろう付用である
ため、銅配管のろう付には使用されない。
なお、カドミウムが添加されているろうは、融点が低く使いやすい利点はあるが、カドミウムは健康上有害と考えられており、特に給排水系銅管のろう付には使用してはいけない。また、人間の健康に直接関係ない品物のろう付でも、ろう付時にカドミウムがフラッ
クス残さ中に入るので、残さの除去に使用した水の処理には注意を要する。
銀ろうのJISから、上記のろうを除き銅配管のろう付に使用可能なろうの種類を抜粋したものを表2.24に示す。これらの銀ろうの一般的な特徴は、次の通りであるが、銅配管用としてはBAg-7,7A及び7Bが推奨できる。
（1）BAg-4：このろうはニッケルを含有しているので、タングステンカーバイド刃先を工─ 85 ─

第２章

銅管配管の施工

具の柄に接合する場合などに用いられる。
（2）BAg-5,6：これらのろうは、主として電気機器のろう付に使用される。カドミウムが含有されていないので食品工業でも使用される。いずれも溶融温度範囲が広く、流動性はよくない。加熱はできるだけ急速に行い、継手のすきまのやや大きいものや大きなフィ
レットが要求される場合に用いるとよい。
（3）BAg-7：このろうは、流動性及びぬれ性がよく、融点が低いので一般用として広く利用されている。特に、カドミウムの含有を嫌う日用品や食品工業で利用されたり、応力
腐食割れを軽減するため、低いろう付温度を必要とするニッケル基合金やステンレス鋼などのろう付に適している。
（4）BAg-7A,7B：これらのろうは、BAg-7と同じ特性を示すが、銀含有量が低い経済的なろうであるが、ろう付温度が少し高くなっている。
（5）BAg-20,20A：これらのろうは、いずれも融点は高いが、ぬれ性と流動性は良好である。
カドミウムを含有せず、銀量も少なく経済的なろうである。BAg-20Aは銀ろう中最もAgの含有量が低いが、融点が特に高いので、母材の加熱に注意しなければならない。
（6）BAg-24：このろうは融点が低く、流れがよい。食品用具及び医療器具などのステン
レス鋼や切削工具用の超硬チップのろう付に使用されている。
3.4.4.3

ろうの規格

りん銅ろうは、JIS Z 3264に規定され、その種類と化学成分を表2.23に示す。本マニュ
アルで使用するりん銅ろうは、JISに規定されているBCuP-3とする。他のろうを使用する場合は、基本要領は同じであるが、使用するろうの特徴をよく理解した上で、ろう付することが必要である。
銀ろうについては、JIS Z 3261（銀ろう）に規定されているろうで、Cdを含んだろうと
雰囲気ろう付用ろうを除外したもので、それを表2.24に示す。本テキストの実技で使用する銀ろうは、JISに規定されているBAg-7,7A及び7Bとする。
表2.23

種類

化

学

成

分

りん銅ろう（JIS Z 3264:1998）

％

参

考

値

り ん
（P）

銀
（Ag）

銅
（Cu）

その他
元素の
合計（1）

固相線
温 度
℃

液相線
温 度
℃

ろう付
温 度
℃

BCuP-1

4.8 〜 5.3

−

残部

0.2以下

約710

約925

790 〜 930

BCuP-2

6.8 〜 7.5

−

残部

0.2以下

約710

約795

735 〜 845

BCuP-3

5.8 〜 6.7

4.8 〜 5.2

残部

0.2以下

約645

約815

720 〜 815

BCuP-4

6.8 〜 7.7

5.8 〜 6.2

残部

0.2以下

約645

約720

690 〜 790

BCuP-5

4.8 〜 5.3

14.5 〜 15.5

残部

0.2以下

約645

約800

705 〜 815

BCuP-6

6.8 〜 7.2

1.8 〜 2.2

残部

0.2以下

約645

約790

730 〜 845（1）

注 ：その他の元素とは、Pb,Sn,Feなどをいう。

─ 86 ─

第２章

表2.24

銀ろう（JIS Z 3261:1998の中から銅配管用として適しているものを抜粋）

化
種

類

銀
（Ag）

銅管配管の施工

銅
（Cu）

学

成

分

亜鉛
（Zn）

％

参

考

値

ニッケ
その他 固相線 液相線すず
ルの元素 温 度 温 度
（Sn）
℃
℃
（Ni）
注（1）

ろう付
温 度
℃

BAg-4

39.0 〜 41.0 29.0 〜 31.0 26.0 〜 30.0

1.5 〜 2.5−

0.15以下約670

約780

780 〜 900

BAg-5

44.0 〜 46.0 29.0 〜 31.0 23.0 〜 27.0−−

0.15以下約665

約745

745 〜 845

BAg-6

49.0 〜 51.0 33.0 〜 35.0 14.0 〜 18.0−−

0.15以下約690

約775

775 〜 870

BAg-7

55.0 〜 57.0 21.0 〜 23.0 15.0 〜 19.0−

4.5 〜 5.5

0.15以下約620

約650

650 〜 760

BAg-7A

44.0 〜 46.0 26.0 〜 28.0 23.0 〜 27.0−

2.5 〜 3.5

0.15以下約640

約680

680 〜 770

BAg-7B

33.0 〜 35.0 35.0 〜 37.0 25.0 〜 29.0−

2.5 〜 3.5

0.15以下約630

約730

730 〜 820

BAg-2029.0 〜 31.0 37.0 〜 39.0 30.0 〜 34.0−

2.5 〜 3.5

0.15以下約675

約765765 〜 870

BAg-20A

24.0 〜 26.0 40.0 〜 42.0 33.0 〜 35.0−−

0.15以下約700

約800

800 〜 890

BAg-2449.0 〜 51.0 19.0 〜 21.0 26.0 〜 30.0

1.5 〜 2.5−

0.15以下約660

約705

705 〜 800（1）

注 ：その他の元素とは、Pb,Feなどをいう。

3.4.4.4

主なろうの特性比較

銅管の接合に使用される代表的なろうの特性比較を表2.25に示す。
表2.25

ろうの種類

りん銅ろう

フラックス
項

すきま
mm

使用

使用

銅管
銅製継手類

○

◎

◎

青銅製継手類○◎◎

黄銅製継手類×△◎0.05 〜 0.15◎◎

0.15 〜 0.30◎○

0.30 〜 0.40○△

0.40以上△×

フィレット形成

後

価

銀ろう

使用せず

目

ぬれ性
及び
浸透性

代表的なろうの特性比較

処理

BCuP-3◎必要

BCuP-3
やや高価

格

BCuP-2
安価◎：優考

りん銅ろうの場合、一般にフラック
スは使用しない。
銀ろうの場合、必ずフラックスを使用する。
すきまに対する浸透性とフィレットの形成されやすさも併せて評価
している。

△

BCuP-3は、固相線温度と液相線温度との差が大きく、固相線に近い温度域でろう付すると、フィレットが形成されやすい。

必要

フラックスの残さは、除去するのが望ましい。
フラックスを使用しない場合は、加熱に伴う酸化皮膜だけなので、一般に後処理は不要である。

高価

BCuP-3は、広範囲のすきまに適用でき、作業性と機械的性質が優れているので、やや高価であるが銅配管のろう付には最も適している。

BCuP-2
○

不要

備

○：良

△：可

─ 87 ─

×：不可

第２章

銅管配管の施工

3.4.5

フラックスの働き

3.4.5.1

銀ろう及びりん銅ろう用フラックス

フラックスは、接合面の酸化物を溶解又は還元し、これを取り除くとともに表面を覆い、大気から接合面を保護して加熱中の酸化を防止し、正常な接合面を保つことによって、ぬれを良好にする働きがあり、銀ろうでは必ず使用する。
りん銅ろうを用いて、銅及び青銅のろう付を行うときは、フラックスを使用しなくてもろう付ができるので、原則としてフラックスは使用しない。しかし、フラックスを用いるとぬれは更によくなる。
母材が、黄銅（銅と亜鉛の合金）の場合は、加熱によって接合面に亜鉛の酸化皮膜（ZnO）
が生成される。この酸化皮膜はりん（P）では還元できないため、フラックスは必ず使用する。りん銅ろう用のフラックスは、銀ろう用のものを使用する。
銅管の銀ろう付に使用されるフラックスは、ほう酸、ほう酸塩、ふっ化物、ほうふっ化物などを混合したものが使用される。フラックス残さは、一般的には、銅管を腐食することはないが、使用環境によっては、腐食を助長させる原因となることが考えられるので、外面だけでも湯洗によって除去することが望ましい。
銀ろう用フラックスの配合例と種類を表2.26、表2.27に示す。
表2.26

銀ろう用フラックスの配合例

化

成

学

分

配合割合

ほう酸（H3BO3）30

ほう酸カリウム（K2B4O7）

20

ふっ化カリウム（KF）

30

ほうふっ化カリウム（KBF4）

20

表2.27

％

フラックスの種類（JIS Z 3621）

AWS 使用形状 ろうのタイプ 活性温度範囲 フラックスの組成
NO.
（℃）
FB3-A ペースト BAg, BCuP

565 〜 870

FB3-C ペースト BAg, BCuP

565 〜 925

FB3-D ペースト BAg, BCuP,
Bni

760 〜 1205

ほう酸塩
ふっ化物

すべてのろう付けができる。
鉄、非鉄金属合金

FB3-K

BAg, BCuP
BAu, BCuZn

760 〜 1205

ほう酸
塩ふっ化物

すべてのろう付けができる。
鉄、非鉄金属合金

FB4-A ペースト BAg, BCuP
BCuZn

595 〜 870

液状

ほう酸塩
ふっ化物

母材の種類
すべてのろう付けができる

ほう酸塩、ボロン すべてのろう付けができる。
ふっ化物
鉄、非鉄金属合金

ほう酸塩、塩化物 Al青 銅、Al黄 銅Ti等 の 金 属
ふっ化物が少量添加されたもの

AWS:アメリカ溶接協会規格
3.4.5.2

りん銅ろうの自己フラックス作用

りん銅ろう中のりんは、銅の酸化物を還元する作用があるので、他のろうと異なり、りん銅ろうはフラックスを用いないで、ろう付を行うことができる。
─ 88 ─

第２章

銅管配管の施工

りん銅ろうに含まれるりんの化学反応は、ろうが溶融する温度までは生じないので、その効果は発揮されない。
たとえば、りん銅ろうが銅母材とともに加熱されたとき、ろう付温度に到達する間に表面が酸化される。しかし、りん銅ろうの溶融が始まると、ろう中のりん化銅（Cu3P）のりん（P）は解放されて、旺盛な脱酸力を発揮し、次のような反応で銅酸化物を金属銅に還元する。
5CuO（黒色）+2P→

5Cu+P2O5↑（スラグ又はガス）

これがりん銅ろうの自己フラックス作用である。
3.4.5.3

フラックスの選択と使用方法（選択：１〜４、使用方法：５〜９）１）銅配管やろう材に対して腐食作用が低いこと。
２）フラックスの温度範囲（活性温度範囲）とろう付け温度が適合していること。
３）加熱中にフラックスが垂れないこと。
４）残渣の除去が容易であること。
５）ろう付け箇所の汚れ、酸化被膜の除去、脱脂等を行う。
６）加熱前にフラックスをろう付け表面に塗布する。
７）加熱中に母材が酸化してきたらフラックスを補充する。
８）ろう付け後は腐食の原因となる母材表面の残渣フラックスやスラグなどを取除く。
９）一般的にはペースト状のフラックスを使用することが多くあるが、ペースト状の粘度が高い場合は、少量の水（純水が望ましい）で希釈する。

3.5 加熱機器
3.5.1 加熱機器の種類と選択
現場における銅配管のろう付用熱源は、大別して各種ガス炎を利用するトーチろう付と電気抵抗発熱を利用する電気ろう付機を用いる方法がある。
一般に、酸素アセチレントーチ又は酸素プロパントーチが使用される。酸素アセチレン
炎は、火炎温度（最高温度：3100℃）が高く、あらゆる銅管サイズに適用でき、最も多く使用されている。
最近では、ブタン、プロパン、アセトン、メチルアセチレンなど複数のガスを混合し、液化ガスとして容器に充填されているカセットタイプの燃料ガスと、小型ボンベに充填された酸素との燃焼炎を利用した携帯用小型トーチが、小径銅管（32A以下）に多く用いられている。
その他、状況に応じて20A以下の銅管サイズには、プロパンエアートーチやハンディー
トーチも使用されている。ハンディートーチは、プロパン、ブタン、プロピレンなども単独もしくは混合し、カセット容器に充填したガスとエアーの燃焼炎を利用している棒状炎のトーチである。

─ 89 ─

第２章

重要

！

重要

！

銅管配管の施工

可燃性ガス及び酸素を用いて金属の溶接、切断又は加熱作業を行う場合は、労働安全衛生規則に基づき、下記１〜３のいずれかの資格が必要です。
資格を有しないものは、当製品を使用してはいけません。
労働安全規則 第41条（就業制限についての資格）
1．ガス溶接作業主任者免許を受けたもの
2．ガス溶接技能講習を終了したもの
3．その他厚生労働大臣が定めるもの
溶接又は熱切断用のアセチレンガスの消費設備には、「逆火防止装置」を設けることが義務付けられております。
不装備の場合罰則が科せられます。
一般高圧ガス保安規則 第60条 13号 イ

電気ろう付機は、二つのカーボン電極を用いて接合部を挟んでおき、これに通電することにより、電気抵抗発熱を利用する方法である。この方法は主として、電極との接触部で発熱した熱が、熱伝導によって他に伝わって全体が昇温されるので、電極の接触部付近が局部的に過熱状態となり、母材が部分的に溶融したり、電極で挟む力を受けて接合部が変形しやすいので、一般的には推奨できない。
したがって、炎が使えない場合に限定して使用すべきであり、この場合は、液相線温度が低く流動性のよい銀ろう（BAg-7,7A,7B）を利用するのが望ましい。
各種ろう付用加熱機器の種類と選択基準を表2.28に示す。

─ 90 ─

酸素アセチ
レントーチ

酸素プロパ
ントーチ

適用銅管
サイズ

全サイズ

全サイズ

評価

熱源

加熱機器

32A
以下

集
中
炎
形

20A
以下

棒
状
炎
形

25A
以下

プロパ
ンエ
アー
トーチ

ブタン、プ
ロパン等の
ガスを用い
るハンディ
トーチ

20A
以下

電気抵抗

◎：最適

20A
以下

な

点

特

点

徴

◎

◎

①火炎温度（2900℃）が酸素アセチレン ①火災やガスもれに注意を要する。
炎に次いで高く、昇温時間が速く能率 ②万一ガスが漏れた場合、床上に停滞し、的である。
大気中に拡散しにくい。
②棒状炎タイプの火口を使用すると、加 ③着火しにくく、着火時に炎が長くなり熱範囲が広い上に、炎による包み込みやすい。
性に優れ、均一加熱に適している。
④紫外線防護用の保護めがねが必要であ③逆火を起こしにくい。
る。
④アセチレンに比べ安価である。
⑤風速５m/s以上では、防風対策が必要である。

◎①取り扱いが容易で、携帯用として便利 ①火災やガスもれに注意を要する。
である（一式約８kg）。
②風速５m/s以上では、防風対策が必要②火炎温度が高く能率的である。
である。
③着火性に優れ逆火を起こしにくい。
③燃料ガスがやや割高である。
④炎の調整が容易である。

○①ランニングコストが安い。
②吹き付けが軟らかい炎である。
③取り扱い資格が不要である。

①火災やガスもれに注意を要する。
②風速２m/s以上では、防風対策が必要である。
③火力が弱く、加熱に時間がかかる。

○①ランニングコストが安い。
①火災やガスもれに注意を要する。
②加熱範囲が広い上、炎による包み込み ②風速３m/s以上では、防風対策が必要
性に優れ、均一加熱に適している。
である。
③取り扱い資格が不要である。
③火力が弱く、加熱に時間がかかる。

○①取り扱いが容易で、携帯用として便利 ①火災やガスもれに注意を要する。
である。
②風速２m/s以上では、防風対策が必要②イニシアルコストが安いである。
③取り扱い資格が不要である。
③火力が弱く、加熱に時間がかかる。
④吹き付けが軟らかい炎である。

（2）

電気
ろう付機

欠

加熱機器の選択基準
主利

銅管配管の施工①火炎温度が最も高く、昇温時間が速く ①火災やガスもれに注意を要する。
能率的である。
②逆火を起こしやすい。
②炎の調整が容易で、中性炎が得られや ③紫外線防護用の保護めがねが必要であすい。
る。
③着火が容易である。
④風速５m/s以上では、防風対策が必要④万一、漏れた場合でも、大気中に拡散
である。
しやすい。

炎
酸素混合ガ
ストーチ（1）

表2.28

第２章

△

（3）

▲

①火炎の心配がない。
①電源が必要である。
②作業環境が清潔で、技能の影響を受け ②局部加熱になりやすく、電極との接触にくい。
部に、母材の溶融、凹み、放電などに③風の影響を受けにくい。
よる傷を付けやすい。
③フィレットが形成しにくい④昇温に時間がかかる。

○：適する△：条件付き▲：推奨しない―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
注（1）： ブタン、プロパン、メチルアセチレン等の複数のガスを混合し、液化ガスとして容器に充填されているカセットタイプの燃料と小型ボンベに充填された酸素との燃焼炎を作り出すトーチ（商品名：マキシガストーチ）。
（2）： 原則として炎が使えない場合に用いる。この場合、液相線温度の低い銀ろうを使用し、フラックスは、低温用のものが適している。
（3）： りん銅ろう付を含め、ろう付温度の高いろうは推奨できない。

─ 91 ─

第２章

銅管配管の施工

3.5.2

酸素アセチレン炎における炎の性質

図2.50（a）〜（d）は、アセチレン炎の燃焼炎の種類を示したものである。図中（a）
は大気中のアセチレン燃焼炎で、酸素が極端に不足している状態を示す。この炎に酸素を混合していくとその混合比によって、（b）還元炎、（c）中性炎、（d）酸化炎となり、炎の性質が異なってくる。
（a）大気中のアセチレン燃焼炎（酸素は大気中からのみ供給）（b）還元炎（炭化炎、アセチレン過剰炎）（c）中性炎（標準炎）（d）酸化炎（酸素過剰炎）

図2.50

酸素アセチレン炎の種類

─ 92 ─

第２章

銅管配管の施工（1）還元炎（炭化炎、アセチレン過剰炎ともいう）
還元炎は、アセチレンに対し、酸素が不足している状態の炎である。この炎は、アセチ
レン（C2H2）の分解によって生じた炭素（C）と水素（H）が、酸素不足のために完全に燃焼できず、炎中に残っている状態である。
この炎を使用すると、次のような問題が起こりやすいので、ろう付には使用しない方がよい。
①

アセチレンフェザを加熱物に当てると、遊離炭素のため表面がすす状に黒く汚染され、ぬれ不良の原因となる恐れがある。

②

この炎でタフピッチ銅を加熱すると、炎中の残留水素によって、水素ぜい性の原因となる恐れがある。

③

この炎で鋼を高温に加熱すると、表面から炭素が侵入（浸炭）して表面近くの材質が変化する。

（2）中性炎（標準炎ともいう）
中性炎は、還元炎の状態から酸素を増やしていくと、アセチレンフェザが消え、白芯と一致するときの炎である。この場合、火口に供給される酸素が約1.1容に対し、アセチレンが約1容の状態の炎である。炎中には余剰の酸素や炭素がなく、完全燃焼している炎であり、ろう付に最も適した炎である。
（3）酸化炎（酸素過剰炎ともいう）
酸化炎は、中性炎より酸素を多くした場合の炎で、炎中に過剰な酸素がある状態である。
この炎は、一般に中性炎よりも白芯が短く、炎の先端が不安定でやや紫がかった炎である。
この炎で加熱すると、炎中の余剰な酸素によって、ろう付部が酸化されて肌荒れやピンホールの原因となるので、ろう付には使用されない。

3.5.3

トーチ及び火口

JISでは、A形（ドイツ式）とB形（フランス式、
図2.51参照）のトーチが規定されている。
一般に、B形トーチが使用されることが多いので、ここではB形トーチについて述べる。
JISで規定されているB形トーチ及び火口仕様の抜粋を表2.29に示す。
混合ガス管
火口

酸素バルブ
図2.51

アセチレンバルブ
B形トーチの外観

─ 93 ─

第２章

銅管配管の施工

B形トーチの特徴は、ガス混合器（インジェクター）がトーチの内部の酸素通路にあり、酸素量はニードル弁（針弁）で調整する。火口はドイツ式に比べて軽量で、火口の交換は火口先だけという利点もある。火炎の調節はニードル弁（酸素）、アセチレン調節弁の両方で行う。調節はしやすいが、再度点火したときには、火炎の再調節をしなければならない。火口番号は、標準火炎の状態で燃焼させたときの、アセチレンの1時間あたりの消費量（アセチレン消費量l /h）で表わす。
表2.29

形式及び種類

B0号

B01号

B1号

B2号

B形トーチ及び火口仕様

火口番号（1）

孔径
mm

酸素圧力
MPa

50

0.7

５

70

0.8

６

100

0.9

140

1.0

200

1.2

200

1.2

225

1.3

250

1.4

315

1.5

400

1.6

450

1.7

10以上

500

1.8

11以上

250

1.4

８以上

315

1.5

400

1.6

500

1.8

630

2.0

12以上

800

2.2

14以上

1000

2.4

15以上

1200

2.6

1500

2.8

2000

3.0

2500

3.2

3000

3.4

3500

3.6

4000

3.8

0.2

白芯の長さ mm

７
８

８以上

0.3

９以上

９以上
0.4

11以上

19以上

0.5

20以上

21以上

備考①火口番号は、１時間あたりのガスの消費量（l/h）を表している。（l：㍑）②JISでは、火口番号によって孔径が定められている。
③市販の火口の中には、同じ火口番号であってもメーカーによって孔径が異なっていたり、火口
番号と孔径の関係がJISに該当しないものがあるので注意を要する。（付表11.1参照）④火口番号50 〜 2500までの白芯の長さは、日本溶接協会 ガス溶断器認定委員会内規による。
以下すべての表中の白心の長さはこれによる。
★注（1）：このマニュアルの火口番号は、JISに従って表示している。

─ 94 ─

第２章

3.5.4

銅管配管の施工

火口番号とガスの圧力調整

火口番号と酸素及びアセチレン使用圧力の目安を表2.30に示す。
表2.30

火口番号と酸素及びアセチレン使用圧力の目安

トーチの形式
及び種類

火口番号

酸素圧力
MPa

アセチレン圧力MPa

B0号

50 〜 200

0.2

0.02

B01号

200 〜 500

0.3

0.03

B1号

250 〜 1000

0.4

0.04

B2号

1200 〜 4000

0.5

0.05

備考①酸素及びアセチレンの圧力の設定は、圧力計を見て行うこと②圧力の設定は、ゴムホースの条件（口径、長さ、安全器等）を考慮して行うこと

3.5.5

着火及び炎の調整

着火及び炎の調整は、次の要領で行う。
① 着火は、アセチレンバルブを少し開けた状態で、着火用ライターで着火する。
② 続いて、酸素バルブを開いて中性炎とする。
③ 火口番号に合わせて白芯の長さを、表2.31に示す値を目安にアセチレンと酸素のバル
ブを交互に調整して合わせる。
表2.31

トーチの
種 類

B0号

トーチ及び火口番号と白芯の長さの目安

火口番号

白芯の長さ
mm

50

トーチの
種 類

火口番号

白芯の長さ
mm

５

250

８以上

70

６

315

９以上

100

７

400

９以上

140

８

500

11以上

630

12以上

800

14以上

1000

15以上

1200

19以上

B1号

200
200
225

８以上

250
B01号

315
400

９以上

1500
B2号

2000

450

10以上

2500

500

11以上

3000 〜 4000

─ 95 ─

20以上
21以上

第２章

3.6

銅管配管の施工

器具類

銅管のろう付作業で使用される器具類を示す。
表2.32

用途

器

具

名

ろう付作業用器具（写真１参照）

主

な

特

徴

な

ど

寸法
鋼 製 巻 尺主として２〜５ｍのものが使用される。
取り （コンベックスルール）

参照写真
番号
１

切
断
バリ及び面取り（1）
パイプカッター 70（外径６〜 70ｍｍの銅管に使用）

２（2）
パイプカッター 42（外径６〜 42ｍｍの銅管に使用）

３（3）
パイプカッター 28（外径３〜 29ｍｍの銅管に使用）

４（4）
ミニカッター 16（外径３〜 16ｍｍの銅管に使用）

５チューンカッター

外径35 〜 100ｍｍの銅管で、壁際や狭い場所の作業に使用され、往復運動で切断できる。

６

パイプソー

主として外径50mm以上の銅管に使用され、切断速度
が速い

7A,7B

バンドソー

主として外径50mm以上の銅管に使用され、切断速度
が速い

8A,8B

リーマ

外径８〜 35ｍｍの銅管の外側及び内側のバリ及び面取りに使用される。1/3回転の操作で簡単に行える。

９

パイプカッター

磨 き
加熱用 機器 類

スクレーバ

主として、内径６ｍｍ以上の内側のバリ及び面取りを
10A
１回転の動作で、連続した切粉（写真6.1，10Ｂ）と（10B）
して除去できる。操作は極めて簡単である。

甲丸やすり

外側及び内側のバリ及び面取りに使用されるが、切粉が管内に入りやすいので注意を要する。

11

ナイロンたわし（不織布研磨）

研磨面によくフィットし、磨きやすく、目詰まりも少なく使いよい。

12

エメリペーパー（エメリクロ）

研磨面にフィットしにくく、やや使いにくい。

13

酸素アセチレン及び圧力調整器一式

一般加熱用。約3200℃の高温の炎が得られ、トーチ及び火口の選択によって、小〜大口径管まで幅広く適用
できる。

14

一般加熱用Ｂ形トーチ（JISには、B00号からB2号ま酸素アセチレントーチ
で５種類が規定されている）。このほかに、A形トー（フランス式）チ（ドイツ式）が３種類規定されている。

15

酸素アセチレン
トーチ用火口

JISには、ガスの消費量（火口の加熱能力）によって、10番から4000番まで規定されている。

16

着火用ライター

着火用の安全性を配慮した専用ライター

17

酸素混合ガス
トーチ一式

一式約８kgの携帯用のトーチで、炎の温度は約3100℃と高く、昇温性能もよい。主として、銅管サイズ32A
以下に適用される。

18

ハンディトーチ

空気とプロパン、ブタンなどとの燃焼炎で、火炎温度は低いが、取り扱いが簡単である。

19

─ 96 ─

第２章

写真1

ろう付作業関連器具類（表2.32に対応）─ 97 ─

銅管配管の施工

第２章

3.7

銅管配管の施工

窒素ブロー

空気中には約21%の酸素が存在する。金属を加熱すると高温となった金属の表面と空気中の酸素が化学結合し、酸化被膜が生成される。
（図2.52）この酸化被膜が剥離すると、剥離した酸化被膜は膨張弁やキャピラリチューブなどを詰まらす原因になり、圧縮機に対しても悪影響を及ぼすため、銅配管のろう付けでは銅配管内面の酸化を防止することが最も重要なことである。そのためには、銅配管内を窒素ブローする必要がある。
窒素ブローは（図2.53）のように行い、銅配管内の酸素濃度を５%未満にする。ろう付
け作業時は0.03MPa 〜 0.05MPaの窒素ガスを銅配管内にブローしながら行う。ろう付け部のピンホールを防ぐためには、窒素ブロー時の圧力を過度に上げない。ろう付け箇所が複数個所ある場合は、窒素ブローホース接続側よりろう付け作業を行う。

窒素ブローをした場合の銅配管内部
図2.52

窒素ブローをしなかった場合の銅配管内部

窒素ブローと銅配管内部

図2.53

3.8

窒素ブロー

検査作業

ろう付部品としての不良品や欠陥品を発見し、次の行程に送ることがないように検査して、取り除く作業である。
ろう付現場において発生するろう付不良や、欠陥には次のようなものがある。

─ 98 ─

第２章

表2.33

ろう付継手の欠陥とその発生原因

欠陥の種類
Ⅰ. ろう回りの不良

銅管配管の施工原

因

１. 継手の設計不良（クリアランスの過小、継手組立の不良）
２. 前処理の不十分
３. ろう付時のフラックスの不適正（活性不足、フラックスとろう材融点の温度差の不能）
４. ろう付部の温度不足
５. ろう材量の不足

Ⅱ. ろ う 付 部 の ピ ン ホ ー ル １. 溶融金属中における浮遊酸化物の侵入（前処理の不十分またまたはブローホール
は不適当なフラックスの使用による）
２. 母材またはろう材からのガスの発生
３. ろう材の過熱
Ⅲ. ろう付部ろうの肌あれ

１. ろう付温度の過大
２. ろう付時間のかけすぎ
３. フラックスの不足
４. ろう材金属の結晶粒の粗大化

Ⅳ. フラックスの溶融金
属への混入

１. フラックス量の過大
２. ろう材量の不足
３. ギャップの両側からの溶融金属の流入
４. キャップ設計の不良
５. ろう材とフラックスの融点の差の過大
６. フラックスの比重の過大
７. 不均一加熱

Ⅴ. 溶融金属の流出

１. ろう付温度の過大
２. ろう付時間のかけすぎ
３. ろう材と母材の化学反応

Ⅵ. 接合部の割れ

１. 溶融金属が凝縮するときの母材の保持方法の不良
２. ろう材の固相線と液相線の差の過大

Ⅶ. 母材の割れ

１. 母材の燃焼または過熱
２. 母材結晶粒間への溶融金属の侵入
３. ろう付部の熱伝導不良などの不均一加熱
４. ろう材と母材の熱膨張差の過大によって生ずる熱応力●目視検査で発見出来るもの①

ろう回り不足、ボイド、ひけ、ピンホールなど②

ろう流れ過剰、目づまり、穴づまりなど③

ろうや母材の割れ④

溶け込み、溶落ち、食われなど⑤

変色、さび、肌荒れなどの表面異常⑥

傷、打こん、凹み、変形など●目視以外の検査器具を使用して発見できるもの①

内部のろう回り不足、ボイド②

微細な割れ、ヘアクラック、ピンホール

③

もれ

④

強度不良

─ 99 ─

第２章

銅管配管の施工

このような多くの欠陥があるが、単純な部品の検査はほとんど目視検査で十分である。
放射線透過試験、超音波探傷試験、浸透探傷試験等あるが、多くの時間と費用がかかる。

3.9

りん銅ろう付継手部の品質基準

冷媒フロン類を使用する冷凍空調機器用銅配管のりん銅ろう付継手部の品質について、必要な接合強度及び気密性を確保するための基準を示す。
［１］外観目視検査（接合強度）
次の基準を満足すること。
①

接合部の全周にわたって、十分な外フィレットが形成されていなければならない。
＊フィレット不足又は欠陥部が起点となって破断に至る恐れがある。

②

ぬれ不良、ピンホール（ブローホール、ピット）、著しい肌荒れ及び酸化、著しい
ろう垂れ、母材の溶融などの有害な欠陥があってはならない。
＊接着力不足、母材及びろうの材質劣化で強度が低下している恐れがある。

［２］気密試験（耐もれ性）
ろう付継手部の気密性を確保するため、冷凍保安規則関係例示基準に従い気密試験を実施し、一定時間放置後圧力の低下がないこと。

［３］内部及び浸透深さ検査（接合強度）
3.1の手順で接合部及びその付近の熱影響による部分を切断し、3.2の基準を満足す
ること。
3.1

接合部分の切断
気密試験終了後、ろう付継手及びその両側30mm以上を含む長さで切断、さらに軸方向に切断する。
3.2

基準

①

内部表面に著しい肌荒れ及び酸化、著しいろう垂れなどの有害な欠陥がないこと。

②

軸方向の切断面２箇所での浸透深さが、最少２ｔ（ｔ＝銅管肉厚）、平均４ｔ以上であること。
＊冷凍空調機で通常使用される銅管サイズ9.52 〜 34.92mm（基準外径）は、接合部の適正すきまが確保され、加熱もしやすいので、ろうの浸透性はよい。
このため軸方向の切断面２箇所の浸透深さが基準以上であれば合格とする。

─ 100 ─第２章

銅管配管の施工

4．配管のブロー
配管のブローとは配管内の異物等を窒素のガス圧により除去することである。
（三大効果）
1. ろう付け時の「窒素ガス、ブロー不足」により銅管内に出来た酸化皮膜の除去。
2. 養生不足による配管内の異物・水分などの除去
3. 室内-室外間の配管系統の接続確認。
（液、ガス共）（手順例）右図の場合、Ａユニットの液管から開始。

減圧弁
液管

外
ガス管

①窒素ボンベに減圧弁をセットする。
＊必ず窒素ガス使用のこと。（酸素ガスは厳禁）

ガス管

液管

B

A

②減圧弁からのチャージホースを室外ユニット液管௙ษࣉࣛࢢ㸦㯤㖡〇㸧ࣇࣞ࢔ࢼࢵࢺ
㖡⟶側サービスポートに接続する。
③室内ユニット（Ｂ）の液管に仕切りプラグを取り付ける。
④窒素ボンベの元バルブを開け、

元バルプ

減圧弁を0.5MPaまで上げる。

１次側
２次側
０.５MPa⑤Ａユニットの液管より、窒素ガスが出てくることを確認する。
⑥ブロー

窒素

・配管を手のひらで押さえる。

減圧弁

ガス

↓
・圧力が高くなりおさえきれなくなれば、一気に手

圧力０.５MPa

を配管より離す。
（１回目ブロー）↓・再度手のひらで押さえる。
↓（２回目のブローを行う）＊ブロー時、配管の端にウエスを軽く当てておき、異物の内容、量を確認する。
万一、水分が少量でも発見された時は、配管内の水分を完全に抜き取る。
処置（１）水分が出てこなくなるまで、窒素ガスで配管内をブローする。
（２）真空乾燥を完全に行う。
⑦窒素ボンベの元バルブを閉める。
⑧Ｂユニット液管において、上記の作業を繰り返す。
⑨液管終了後、次にガス管も実施する。

─ 101 ─第２章

銅管配管の施工

5．配管組付け
5.1

フレア接続① 締め付けは、必ずジョイント側をスパナ等で固定し、フレアナットとともに回らない
ように施工する。締付けの際にはトルクレンチを必ず使用し、表に示すトルクで締め付ける。
締め付けるときは次の順序で行う。
１）仮締め付け、２）一旦緩める、３）再度仮締め付け、４）トルクレンチで締め付け

ユニオンのネジ部に冷凍機油を塗布した場合は、同一の締付けトルクの値でも、ネジ部
摺動摩擦力が下がることにより、軸方向分力が増加して締め過ぎの状態になり、フレアの応力腐食割れの原因となることがあるため、ユニオンネジ部、又はフレア外面への冷凍機
油の塗布は推奨しない。
フレア内面への冷凍機油塗布の有無については、各メーカの据付説明書による。
注意：フレア接続部で、凍結の恐れのある場合の処理
フレア接続部付近で水分などが結露するおそれがある部分の配管継手は、すき間での水分の凍結によりフレアナットやフレア部が破損し、冷媒漏えいの原因となる恐れがあることから、水分侵入防止の対策を講ずる必要がある。
─ 102 ─第２章

5.2

銅管配管の施工

フランジ接続① フランジのシート面は、清潔で、キズ等のないこと。
（汚れなどがある場合は、ウエスで清掃の上、キズなどがないことを確認する。）
シート面
閉鎖弁

ガスケット

フランジ凹

フランジ凸

② 片締めのないように、対角線方向のボルトを順番に締め付ける。
（締付けトルクは各メーカの据付説明による）

フランジボルトの締付け手順①

手で軽く締め付ける。

②

対角線上に目標締付けトルクの20％〜 30％で締め付ける。

③

対角線上に目標締付けトルクの50％〜 70％で締め付ける。

④

対角線上に目標締付けトルクの100％で締め付ける。

⑤

最後に時計回りにて、締め付けの確認をする。

─ 103 ─第３章

気密試験、真空乾燥、冷媒の充てん

銅管を組み付け後、以下の手順で配管施工を完成する。
１）気密試験（または、加圧漏えい試験）
２）真空引き３）冷媒充てん1．気密試験（加圧漏えい試験）
冷凍保安規則では、製造設備の設置または変更の工事を完成したときは、表3.1左のように気密試験または試運転を実施後でなければ高圧ガスを製造してはならないと定めており、これが漏えい検査を兼ねているが、冷媒漏えい防止の観点から、冷凍空調機器では法定冷凍トン20トン未満では表3.1右のように加圧漏えい試験及び試運転を実施することを
推奨する。
表3.1

試験

冷凍保安規則で定められた検査方法
法定冷凍トン

検査方法

50トン以上気密試験

20以上50トン未満 気密試験
5以上20トン未満

業務用冷凍・空調機器での検査方法
法定冷凍トン

検査方法

20トン以上気密試験⇨ 20トン未満（推奨）加圧漏えい試験及び試運転

試運転又は気密試験

以下に気密試験及び加圧漏えい試験（以下、「加圧試験」という）の手順を示す。気密試験は設計圧力または許容圧力のいずれか低い方の圧力の1.0倍以上に加圧して漏えいがないことを確認するのに対して、加圧試験は気密試験圧力以下で行う。気密試験は高圧ガス保安法で試験方法等が確立されているので、加圧試験は気密試験に準じて行う。以下、試験方法、留意点について述べる。

1.1

試験方法

a） 窒素ガスを使用して試験圧力まで冷媒配管内を加圧して行うため、図3.1を参考にして器具類を接続する。このとき、①

試験時に機器を運転してはならない。

②

加圧ガスにはフロン類、酸素及び可燃性ガスを絶対に使用しない。

③

使用する圧力計は、文字盤の大きさは75mm以上、目盛は試験圧力の1.25倍以上２倍以下とし２個以上使用する。

④

機器側の止め弁は閉じたままとし、配管施工部分以外に加圧しないように注意する⑤

必ず液管、ガス管の両方に加圧する。

b） 加圧は一度に試験圧力まで昇圧せず、徐々に加圧する。
①

0.5MPaまで加圧したところで、加圧を止めて５分間以上放置し、圧力の低下のないことを確認する。

②

1.5MPaまで加圧し、５分間以上そのまま放置し、圧力の低下のないことを確認する。

─ 104 ─第３章③

気密試験、真空乾燥、冷媒の充てん

その後、試験圧力値まで昇圧し、周囲温度と圧力を記録する。

c） 規定値で一定時間（約半日〜一昼夜）放置後、圧力が低下していなければ合格とする。
①

加圧時と圧力降下確認時の周囲温度が変化すると試験圧力が変動するため、１℃当たり約0.01MPaの圧力補正を行う。
補正値＝（加圧時の温度−確認時の温度）×0.01MPa圧力降下が認められた場合は漏えいがあるので、漏れ箇所を確認する。

第 ３

1.2

気密試験機器の接続系統図

漏れ箇所の確認方法

a） 聴感チェック
耳で大きな漏れ音がないか聞くb） 触手チェック
接続部に手を当てて大きな漏れがないことを確認する
c） 発泡液によるチェック
発泡液をスプレー等で塗布し、気泡の発生のないことを確認する。発泡液は洗浄剤等を使用せず専用品を使用する。
（JIS Z2329を推奨）
漏れ箇所が見つかった場合は、必ず管内の圧力を大気圧にしてから修理し、再度加圧試験を行い漏れがないことを確認する。（資料編2. 3）参照）

２．真空乾燥（真空引き）
気密試験（または加圧漏えい試験）後に、冷媒配管内部の空気（空気中の水分を含む）
又は窒素ガスを排除するため、真空ポンプで真空引きを行う。冷媒によるエアパージは冷媒の放出を伴うため、実施してはならない。

─ 105 ─

章

図3.1

第３章

2.1

気密試験、真空乾燥、冷媒の充てん

真空ポンプの選定

真空ポンプは、対象とする機器を構成する冷凍サイクルの容積を目安として、作業性、使い勝手等も考慮し、適切なものを選定する。通常の電動のものに加え、小型の家庭用ルームエアコンの配管接続時の真空引き用として二酸化炭素で置換後、これを吸着させること
で真空引きをするものや、手動で真空引きをするものもあるが、到達真空度などの問題があるので使用に際してはエアコンメーカに問い合わせること。
以下は電動式真空ポンプを例として説明する。

2.2

真空引きの手順

図3.2

基本作業のフローパッケージの例示を以下に示す。
a） 室外ユニットの液側、ガス側の止め弁が全閉であることを確認する。
b） 止め弁にゲージマニフォールド、真空ポンプ、真空ゲージを接続する。
c） ゲージマニフォールドのバルブを全開にして真空ポンプを運転する。
d） 真空ゲージが0.6kPa（５Torr）以下になったことを確認する。
e） 0.6kPa以下になってから１時間以上真空ポンプを連続運転する。
f） ゲージマニフォールドのバルブを全閉にする。
g） 真空ポンプに接続されているホースをゆるめ（A部分）ポンプを停止する。
h） １時間放置した後ゲージの圧力が上がらないことを確認し真空乾燥を終了する。
圧力が上昇したら、微少漏れか又は配管内に水分が残っているので、漏れ箇所をなくして再度加圧試験を行い、再度真空乾燥を行う。
i） 室外機の液、ガス両方の止め弁を全開にする。

─ 106 ─第３章

2.3

気密試験、真空乾燥、冷媒の充てん作業時の留意事項a） 真空引きに必要な機器の接続ならびに真空引き時間、方法等については、対象となる空調機器周囲温度条件等により異なるので、メーカの施工・サービスマニュアルに従って行う。
b） 真空度は0.6kPa（５Torr）以下にすることとなっているが、ゲージマニフォールドのゲ ー ジ で は 読 み 取 り 不 可 能 な の で、 真 空 ゲ ー ジ を 取 り 付 け て0.2 〜 0.6kPa（2 〜
5Torr）の真空管理をする。
c） 真空引き途中で何らかの原因で真空ポンプが停止したときや、真空引き後の真空ポン
プ停止時に真空ポンプオイルが逆流することがあるので、逆流防止のための真空ポン
プアダプタを取り付ける必要がある。
表3.2

真空度の表示例（混同しないように注意すること）

気圧

1

0.921

0.132

0.066

0.026

0.007

0.003

0.000

mmHg（絶対）

760

700

100

50

20

5

2

0

Torr

760

700

100

50

20

5

2

0

kPa（絶対）

101.3

93.3

13.3

6.6

2.6

0.6

0.2

0

kPa（ゲージ）

0.0

−8.0

−88.0

−94.7

−98.7

−100.7−101.1−101.3MPa（ゲージ）

0.0−0.008−0.088−0.0947−0.0987−0.1007−0.1011−0.1013mmHg（ゲージ）

0

−60

−660

−710

−740

−755

−758

−760

mmAq（ゲージ）

0.0

ミクロンHg760×10−815.73

3

700×10−8,972.8−9,652.5

3

3

100×1050×10

─ 107 ─−10,060.4 −10,264.3 −10,305.1 −10,332.3
20×103

5×103

2×103

0.0

第３章

気密試験、真空乾燥、冷媒の充てん

3．冷媒充てん3.1

作業前の確認事項

1） 冷媒の種類新規設置、移設、整備いずれの場合にも、対象機器で使用する冷媒の種類を確認する。
2） 冷媒充てんツール
チャージングシリンダ、ゲージマニホールド等の充てんツールが、使用する冷媒用のものか確認する。
3） 作業環境①

屋内で充てん作業を行う場合は、冷媒ガスが漏れた場合に酸欠事故につながる恐れがあるので、換気扇を回す、扉を開放するなど換気ができる環境であることを
確認する。

②

冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生するので作業場周辺には火気のないことを確認する。

③

安全メガネ、手袋など、保護具を着用する。

3.2 充てん方法
3.2.1 HFC冷媒充てん時の制約
最近のHFC冷媒には、単一冷媒、共沸混合冷媒、擬似共沸混合冷媒、非共沸混合冷媒などがあり、各冷媒の組成によって冷媒充てん方法に制約が生じる。
表3.3

冷媒充てん方法の制約

R407C

R410A

R404A

R507A

HFC134a組成による冷媒仕様

非共沸
混合冷媒

擬似共沸
混合冷媒

擬似共沸
混合冷媒

共沸
混合冷媒

単一冷媒

冷媒充てん方法の制約

液相充てん 液相充てん 液相充てん 液相充てん

気相、液相
ともに可

液相充てんの制約がある冷媒は、気相では組成変化があり、特に非共沸混合冷媒の
R407Cは組成変化が大きく、所定の能力が得られなかったり、機器への障害をもたらしたりする可能性があるので、必ず液相で充てんする。（R507Aは共沸混合冷媒なので気相充てんは可能であるが、基本的には液相充てんする）

3.2.2

液相充てんの方法と注意事項

単一冷媒であるR22には冷媒充てん時には冷媒の状態による制約がなかったため、充てん手順は、①

液相の状態で液出口操作弁のサービスポート（高圧側）から封入②

圧縮機を運転し、不足分を気相（蒸気）の状態で吸込み止め弁のサービスポート（低圧側）から封入（圧縮機の液バック運転防止のため、気相で充てんする必要がある）

─ 108 ─第３章

気密試験、真空乾燥、冷媒の充てん

HFC冷媒でも同様で、吸込み側からは気相で充てんしなければならないので、HFC冷媒では、容器（ボンベ）あるいはチャ―ジングシリンダからの冷媒取り出しは液相で行うがバルブ操作で冷媒を絞り気味にし、システム内に吸引する時には蒸気化しているように調整する。
容器からの液相冷媒の取出し方法も容器の仕様により異なるので注意が必要である。

図3.3

主な容器（ボンベ）の仕様と特徴

その他の注意事項として、①

サイフォン管付の容器は、液相で取出せる限界量を確認しておく。

②

チャージホース内のエアパージは、従来以上に確実に行う。

3.2.3

システム内への冷媒充てん方法

1） パッケージエアコン、ルームエアコンなどの空調機器（新規設置時、延長配管などで冷媒を追加充てんすることを想定）

─ 109 ─第３章

気密試験、真空乾燥、冷媒の充てん

2） ショーケース、プレハブ冷蔵／冷凍設備など低温機器（新規充てんを想定）

3.2.4

記録

測定した初期冷媒充てん量は「漏えい点検・整備記録簿」に記録する。
ᵝᘧ 1

─ 110 ─第４章

ろう付実習作業

酸素アセチレントーチによる、裸硬質直管のりん銅ろう（一部銀ろう）付及び関連作業の標準的な流れを図4.1に示す。
ろう付及び関連作業

フラックスを使用
しない場合

フラックスを使用
する場合（1）
継手の材質：銅、青銅（2）
ろう：りん銅ろう（1）
継手の材質：銅、黄銅、青銅（2）
ろう：銀ろう、りん銅ろう

2.1 寸法取り

2.1 寸法取り

2.2 切

2.2 切

断

断

2.3 バリ取り

2.3 バリ取り

2.4 清掃・磨き

2.4 清掃・磨き
2.5 フラックス塗布（1）

組み立て

2.6

★（1）ろう付後フラックス残さは、除去することが望ましい

3.5.2 着火及び炎の調整
3.6.1

補修ろう付

加熱及び差しろう（1）浸透作業（2）（2）フィレット
形成作業（3）★（2）浸透作業
差しろうにおいて、接合部のす
きまに毛管現象を利用して、ろうを吸い込ませるための作業★（3）フィレット形成作業
差しろうにおいて、接合部の継手端部に、三角形状の断面を持つ肉盛り（フィレット形成）をするための作業

第 ４

3.6.2

予熱

章

検査
(1)フィレットは十分に形成されているか(2)欠陥はないか

4
不合格

合格
ろう付完了
図4.1

ろう付及び関連作業の標準的な流れ

─ 111 ─第４章

ろう付実習作業

1．ろう付作業の前準備
1.1

使用材料
品

7
8
9
10
11

銅管
（りん脱酸銅継目無管）
キャピラリチューブ
TA255BA-1（20m）
銅管（りん脱酸銅継目無管）
銅管（りん脱酸銅継目無管）
溶接用銅管継手（ソケット）
溶接用銅管継手（ソケット）
真鍮製管継手CO2銅管
CO2銅管
CO2ろう接用銅管継手
CO3ろう接用銅管継手

12

りん銅ろう

13

りん銅ろう

14

銀ろう

15

フラックス

1
2
3
4
5
6

1.2

名

寸
法
JISB8607 外径9.52mm
肉厚0.8mm 長さ200mm
外径2mm×内径1mm
長さ200mm
JISB8607 外径25.40mm
肉厚1.0mm 長さ200mm
JISB8607 外径38.10mm
肉厚1.35mm 長さ200mm

数量

25.40mm7個

38.10mm

7個

両穴径25.6mmφ 長さ70mm
19.05φ×1.6t×200mmL
12.7φ×1.4t×200mmL
19.05mm
12.7mm
φ2.4、500mm、BcuP-2適合
ろう付温度 735 〜 845℃
φ2.4、500mm、BcuP-6適合
ろう付温度 730 〜 815℃
φ2.0、500mm、銀30%
ろう付温度 768 〜 870℃
銀ろう・りん銅ろう用 真鍮用

1個
2本
2本
1個
1個

1本
2個
13本
11本

使用工具の確認 （※テキスト107ページを参照）
品
名①パイプカッター②リーマ③スクレーパ④ヤスリ⑤皮手袋⑥保護メガネ⑦酸素ボンベ⑧アセチレンボンベ⑨圧力調節器⑩ホース⑪吹管（スイカン）
⑫コック
⑬ライター
⑭金切鋸
⑮ナイロンたわし⑯ハンドソー

写真番号2, 3, 4, 5
９
10A
11

14
14
14
14
15
17
12
8

─ 112 ─

数 量
１
１
―
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
10
1

3本
3本
0.5本
1本

第４章

2.

配管の加工

2.1

寸法取り（本手引きの34ページを参照）

ろう付実習作業

作業目的 計測を正確に行い、継手部への差し込み不足が生じないように寸法取りを行う。
使用工具 鋼製巻尺の長さ測定具、マジックインク、けがき針など
作
業
要領
1. 寸法別継手の差し込み代は表4.1のＫ及びＧによる。
2. 必要な配管長さは、継手の差し込み代及び継手各部の寸法（X，Y，Z）(1)を考慮して寸法取りを行う。
表4.1

呼

び

径

（A）

（B）

８
10
15
−
20
25
32
40
50
65

1/4
3/8
1/2
5/8
3/4
1
1･1/4
1･1/2
2
2･1/2

80

３

100

４

125
150

５
６

継手接合部の寸法例(JCDA 0001-2012、銅管継手1種の場合

基準
外形

継手接合部 備考：表中のＰ，Ｋ，Ｇは、下図の各部をいう

めす
最小 最小
長さ 長さ
P
G
Ｋ
mm
mm mm
9.52
８
７
12.70
10
９
15.88
12
11
19.05
16
15
22.22
18
17
28.58
22
21
34.92
25
24
41.28
28
27
53.98
34
33
66.68
38
37
43
42
79.38
（23） （21）5554104.78（25） （23）130.1828
25
155.5833
30

注（1）： 継手各部の寸法（

おす）は、製造業者によって異なるので、カタログ等で確認する必要がある。（第2章1.2.3.2

表2.9参照）

─ 113 ─第４章

2.2

ろう付実習作業

切断（本手引き74ページを参照）

銅管の切断、寸法を正確に、管軸に対して直角に切断する。
作業
そのためには、細径では専用パイプカッターを用い、太径ではパイプソーやバン
目的
ドソーなどを用いて切断する。
1．銅管専用パイプカッターの例

使
用

図4.1

25A以下用

25A 〜 65A用

図4.4

バンドソー

工

図4.2

具

2．その他の切断機の例

図4.3

パイプソー

作
業
要
領
1．専用パイプカッターを使用する場合（1）銅管の種類とサイズにあったパイプカッターを選定する。
（2）パイプカッターの刃を銅管へ直角に、軽く触れる程度にセットする。
（3）パイプカッターの回転方向は、写真4.1に示す方向が望ましい。
（4）回転させながら、刃を徐々に絞め込み切断する。

写真4.1

パイプカッターの回転方向

2．その他の切断機を使用する場合（1）管軸に対して、直角にバイスに固定する。
（2）切断時に刃物で回されないように、確実に締め付ける。
（3）管の断面を変形させないように注意する。
（4）適正な速度で切断する。
（5）切粉を管内に入れないようにする。

─ 114 ─

第４章

補

足

事

ろう付実習作業項

１. 専用パイプカッターを用いると、直角かつ外側のバリが少なく、切粉も出さずに切断できる。
２. パイプカッターを急激に絞め込むと、切り口の変形が大きくなったり、刃を損傷させる。

注意事項
1. パイプカッターの刃は、切れ味が落ちたら新しい刃と取り替える。
2. 銅管内に入った切粉は、きれいに取り除かないと、配管機能に異常をきたす。
例えば、止め弁のパッキンに切子が付着すると、完全に閉鎖しなくなり、ガス漏れの原因となる。
3. 管軸に対して直角に切断されていない。
（図4.5のような状態）と、ろう付面積（接合面積）が不足して、継手強度が低くなる恐れがあるので注意する。

図4.5

悪い切断の例★備考
バリ：バリとは、銅管を切断したときに、切断面の外側及び内側部にできる突起のこと
で、 かえりとかまくれといわれることもあり、使用する工具によってその形態は様々である。
（図4.6及び図4.7参照）
語源は、英語のBurとする説と、出張り（でばり）から転じて

ばり

となった

という二つの説がある。このマニュアルでは、すべてバリという。

図4.6

パイプカッター切断によるバリの例

─ 115 ─図4.7

バンドソー切断によるバリの例

第４章

作業目的

2.3

ろう付実習作業

バリ取り（面取り）（本テキスト75ページを参照）
1. 銅管の内側にバリがあると、油の流れに支障をきたす。
2. 銅管の外側にバリがあると、継手の差し込みが正しくできない。
これらのことを防ぐためにバリ取り（面取り）を行う。
1. 銅管専用バリ取りリーマを使用する場合（適用銅管：8A 〜 32A）

2. スクレーパを使用する場合（適用銅管：8A以上）

使
用
工
具

図4.8

リーマの断面

図4.9

写真4.2

バリ取り作業

図4.10

スクレーパ

バリ取りの状況作業
要
領
1. バリ取り作業は、管内に切粉を入れないために、写真4.2のように切断面を下向きにして作業する。
2. バリ取りリーマ（面取りともいう）は、管軸に対して直角に強く押し当て、1/3回転（120度）強、左右に４〜５回、回転させる。
3. 仕上がりは、図4.11（b）のようになったことを目視で確認する。

（a） 切断のまま
図4.11（b） バリ取り後の仕上がり（面取り）状態

バリ及びバリ取り後の状態（パイプカッター切断の場合）

─ 116 ─

第４章

作
業
要
4. スクレーパは、内径の端部に沿って１回転以上回転させ、全周のバリを面取りによって完全に取り除く
外面のバリは、スクレーパでは取りにくい
ので、やすりなど他の工具を併用するとよい。
5. やむを得ずやすりを使って内外面のバリ取りをする場合は、管の内外面とも、やすりを管軸及び円周面に対して30 〜 45度に傾けて、バリ取りを行う。（図4.12参照）
6. バリ取り作業の後、切粉が管内に残留していないことを必ず確認する。

ろう付実習作業

領図4.12

バリ取り作業注意事項
1. リーマには刃が３枚取り付けられているので、1/3回転（120度）以上回転させないと、バリは完全にとれない。
2. 樹脂管用（主として硬質塩化ビニール管）バリ取りリーマを使用してはならない。
3. バリ取りをしないと次のような不具合を生ずる。
（1） 管の外側にバリがある場合①

継手と管の差し込みがうまくいかない。

②

すきまが均一にならず、良好なろう付ができない。

（2） 管の内側にバリがあると、ろう付及び管内のガスの流れに支障をきたす。

2.4

接合部の清掃及び磨き作業目的 使用工具

銅管及び継手接合部の酸化皮膜、汚れ及び油分等を取り除き、良好なろう付ができるようにする。
1. ウエス（油分の付着のないもの）
2. 不織布研磨布（ナイロンたわし、スコッチブライト等 #280 〜 #320程度）
3. 不織布研磨布がない場合は、エメリーペーパー（#120 〜 #320程度）で代用する。

作業
要
領
1. 銅管及び継手の接合部に油や汚れが付いていたら、ウエスできれいに取り除く。
2. 銅管及び継手の接合部を金属光沢が出るまで、不織布研磨布等でよく磨く。
3. 磨きのかすは油分の付着のないウエス等でよく取り除く。
4. 磨いた後の接合部は、手で触れたり地面等に直接触れないようにする。
注意事項
接合部の清掃及び磨きが不十分な場合、接合部の銅管外面及び継手内面に酸化皮膜、汚れ、油分等があると、ろうのぬれ不良やピンホールなどの欠陥が生じやすくなり、もれの原因となる。
─ 117 ─第４章

ろう付実習作業★参考
磨きの省略
脱脂及び防錆処理が完全に行われている銅管継手で、継手内面が下記の条件をすべて満たしている場合は、磨きを省略することができる。
①

JIS、JWWA、JCDAの規格品であって、箱又はビニール袋等で完全に梱包され、汚れがなく、むらなく金属光沢がある状態で保管されているもの。

②

取り扱い管理が十分で、①と同等の清浄面が確保されているもの。

2.5 フラックスの塗布
2.5.1 フラックスを使用する場合の判断基準
フラックスを使用しない場合と使用する場合の判断基準は、表4.2による。
表4.2

フラックスを使用しない場合と使用する場合の判断基準

フラックスの使用
りん銅ろう

材質の組み合わせ2.5.2

銅管と銅管継手
銅管と青銅継手

使用しない★使用するとろうの浸透性はよくなる

銅管と黄銅継手必ず使用する★銅管と黄銅継手をろう付する場合は、銀ろうを使用するのが最適で、りん銅ろうの使用はあまり推奨できない

銀ろう

必ず使用する。

フラックスの塗布作業作業目的 フラックスは、銅管外面及び継手内面の接合部に均一に塗布する
使用工具 フラックス、はけ等
作業
要領
1. フラックスは、銅管外面及び継手内面の接合部に、はけ等で均一に塗布する。組
み立て後に、継手入り口の端部にフラックスを塗布すると、フィレット部のろうのなじみが良好となる。
2. フラックスを塗布した部分は、手で触れたり地面や床等に直接触れないようにする。
注意事項
1. 黄銅継手のりん銅ろう付においては、必ずフラックスを使用する。
その理由は黄銅の成分である亜鉛の酸化皮膜に対しては、りん銅ろうの自己フラッス
作用が働かないためである。
2. 銀ろう付の場合は、継手の材質にかかわらず、フラックスを必ず使用する。
3. フラックスが接合面を十分覆わないと、ろう付は不完全になる。
4. フラックスは、乾燥したり、ほこりなど異物が入らないように注意し、使用しないときは容器のふたをしておく。
★参考１−フラックス残さ−

銀ろう付用のフラックス残さによる腐食は、通常の場合問題ないといわれている。し─ 118 ─第４章

ろう付実習作業

かし、使用環境によっては、腐食の原因となる恐れがあるのでフラックス残さは、除去することが望ましい。
また、フラックス残さが、腐食以外に問題となる場合（医療用配管）は、ろう付終了
後、湯洗等によって残さを除去する。この作業は非常に大変であり、残さの除去の程度を確認する適切な方法がないなどの問題もある。
材質の組み合わせが、銅管と銅管継手及び銅管と青銅継手の場合は、配管内に窒素又は炭酸ガスを流しながら、フラックスを使用しないで、りん銅ろう付を行うことにより、残さの除去処理が不要となり、管内の酸化を防止することも可能である。
★参考２−フラックスの薄め液−

フラックスが乾燥して硬くなった場合は、２〜３％の界面活性剤を入れた水溶液で薄めて練り直すとよい。界面活性剤は、台所で使う中性洗剤でもよい。この場合、コップ
1杯（180ml）の水に対して２〜３滴入れて用いる。

─ 119 ─

第４章

作業目的

2.6

ろう付実習作業

組み立て
銅管及び継手のおす部を継手の止め部まで十分に差し込み、必要な接合面積と接合強度を確保すると共に、配管の水平保持を可能にする。また、差し込みの箇所が多い場合は、作業能率の点を考慮して、区切りのよいところまで組み立てる。
1. 架台（木又はレンガ等）
2. 支持金具等

使
用
工
具
図4.13

作 業 要 領1. 差し込み
銅管及び継手おす
部を継手の止め部まで十分に差し込む。
（図4.15参照）
2. 組み立て（1）架 台 等 を 利 用 して、床や壁等から離して組み立てる。（図4.13及び図4.14参照）（2）差 し 込 み 作 業 は、
ろう付のできる時
間の範囲内で、なるべく多くの箇所の組み立てを完成させる。このようにするとろう付作
業が連続して能率よく行える。

架台の使用例

図4.14

支持金具の使用例（天井配管）

補足事
項組み立ては、管端を継手の止めまで正しく差し込む。差し込み不足が生ずると、接合強度の低下によるトラブルが生ずる恐れがある。

正しい（左側）止めまできちんと差し込んである。

不良（右側）
止めまで差し込んで
ない。
図4.15

差し込みの例

注意事項
差し込みが不十分な場合、次のようなことが起こる。
1. 差し込みの長さは、継手強度を計算して決められているので、差し込みの長さが不十分であると、接合強度が不足するため、もれの原因となる恐れがある。
2. 水平配管の場合、水平を保ちにくくなるばかりでなく、偏心によって接合部のすきまが均一でなくなり、ろう付欠陥の原因となる。
─ 120 ─

第４章

3.

ろう付作業

3.1

加熱機器の選択（本手引きの89ページを参照）

ろう付実習作業

加熱機器の選択は、原則的に表4.3に示すろう付時間を目安に、第2章の表2.28（加熱機器の選択基準）の中から、作業条件や使用目的に応じて選択する。
表4.3

銅 管
（Ａ）

3.2

サ

銅管サイズとろう付時間の目安

イ ズ
（Ｂ）

ろう付時間の目安（エルボの両側に要する時間）

８〜 10
15
20 〜 25
32 〜 40
50 〜 65

1/4 〜 3/8
1/2 〜 5/8
3/4 〜 1
1･1/4 〜 1･1/2
２〜 2･1/2

40秒〜１分20秒
１分〜２分
１分30秒〜２分30秒
２分〜３分30秒
３分40秒〜５分30秒

80
100
125
150

３
４
５
６

５分〜７分
７分〜 10分
８分〜 12分
９分〜 14分

銅管サイズとトーチ及び火口の選択

使用する銅管サイズ範囲に合わせたトーチの種類を選択し、そのトーチにあった火口の中から銅管サイズに適した火口番号を選択する。
酸素アセチレン炎を使用する場合のトーチ及び火口の選択の目安を表4.4に示す。この場合、火口番号が同じであっても、ガス流量によって炎の大きさはかなりの程度調整できる。また、炎の当て方によって、相当柔軟に対応もできる。

─ 121 ─第４章

ろう付実習作業

表4.4

トー
火口番号
チの
（1）
（2）
（3）
種類

B0号

B01
号

B1号

B2号

50
70
100
140
200
200
225
250
315
400
450
500
250
315
400
500
630
800
1000
1200
1500
2000
2500
3000
3500
4000

銅管サイズとトーチ及び火口の選択状の目安

銅

管

サ

イ

ズ

（A）

（B）

８〜 15

1/4 〜 1/2

15 〜 25

1/2 〜１20 〜 32

3/4 〜 1･1/4

32 〜 50

1･1/4 〜２25 〜 50

１〜２

40 〜 80

1･1/2 〜３65 〜 1252･1/2 〜５100 〜 150

ガス調整器の圧力
酸
素
アセチレン
MPa
MPa

0.2

0.02

0.3

0.03

0.4

0.04

0.5

0.05

４〜６

注（1）火口番号は、１時間あたりのガスの消費量（l/h）を表している。
（2）JISでは、火口番号によって孔径が定められている。
（3）市販の火口の中には、同じ火口であってもメーカによって孔径が異なっていたり、
火口番号と孔径の関係がJISに該当しないものがあるので、注意を要する。

─ 122 ─第４章

3.3

ろう付実習作業

銅管サイズとろうの使用量

ろうの使用量は、ろう付姿勢によって多少差がある。一般に、鉛直管下向き差しろうの場合が最も少なく、鉛直管上向き差しろうがこれに続き、水平管横向き差しろうの場合が最も多く使用する傾向がある。また、銅管の直径が細いほどフィレット部に多くのろうを使い、銅管の直径が太くなるほど、フィレット部に使われるろうの割合は少なくなる傾向がある。
表4.5に継手１ヶ所あたり当たりの使用量の目安を示す。
表4.5

銅管サイズ

継手１ヶ所当たりの使用量の目安

使用量

備

Ａ

Ｂ

ろうの
直径
mm

８
10

1/4
3/8

1.6
1.6

最
長さ
mm
20
35

15
−

1/2
5/8

2.0
2.0

35
55

0.95
1.49

55
85

1.49
2.30

20

3/4

32

1･1/4

110
200
140
290
200

2.97

１

70
130
90
190
130

1.89

25

2.0
2.0
2.4
2.0
2.4

40

1･1/2

2.0
2.4
2.4
3.0
2.4
3.0
3.0

260
180
290
190
450
290
370

4.0

210

3.0
4.0
3.0

680
380
860

4.0
3.0

480
1200

4.0

680

50

２

65

2･1/2

80

３

100

４

125

５

150

６

小
重量
g
0.35
0.61

最
長さ
mm
30
55

大
重量
g
0.52
0.95

3.51
5.13
7.00
11.3
17.6
22.5
41.3
52.3
72.9

390
280
440
290
680
440
550
310
1020
580
1280
720
1800
1030

考

浸透率%
（1）

フィレッ
ト係数
（2）

100

1.4

100

1.3

5.40
7.83

90

10.9

80
1.2

17.1

70

26.7

60

33.4

50

62.0

40
1.1

77.8

70

109.4

60

注（1）継手の最小深さ（G）に１mmをプラスした差し込み深さ（G+1）に対するろうの
平均浸透深さの割合を表す。実験値とすきまを考慮して100 〜 40％の範囲で定めた。
（2）継手の肉厚プラスすきまに相当する等脚フィレット（肉厚プラスすきまを一辺とする直角二等辺三角形）を1.0とし、これを基準に実験値を参考にして定めた。
─ 123 ─第４章

3.4

ろう付実習作業炎の当て方

予熱及び加熱時の炎の当て方の原則は次による。
①

管軸に対しては、直角に当てるようにする（図4.16（a）参照）。

②

円周に対しては、管の中心に向かって直角に当てるようにする（図4.16（b）参照）。

③

炎は、常に動かし続け、一点だけに止めておかないようにする。一点に止めておくと、局部加熱となって、母材を溶かすことがあるので注意を要する。

④

白芯の先端は、母材に近づけ過ぎないようにする。

⑤

ろうは、主として母材からの熱伝導で溶かすようにし、炎は補助的に当てる。この場合、白芯の先端の先端をろうに近づけないことが、肝要である。

図4.16

炎の当て方

適正温度に維持するための技能①炎を常に動かして、一点に止めておかない②予熱では均一に 、加熱では管より継手を高く③炎をわずかにずらして、表面の色（温度）を確認する
・予熱

黒赤色（600 〜 650℃）

・加熱／浸透赤黒色（760 〜 850℃）

・フィレット形成

黒赤色（680 〜 780℃）

─ 124 ─第４章

3.5

ろう付実習作業

配管姿勢とろう付順序

ろう付順序は、配管姿勢と継手の組み合わせによって、表4.6によることを原則とする。
このろう付姿勢は、ろう付時の熱による酸化の影響とろうの浸透性を考慮している。
表4.6

配管姿勢とろう付順序の基本（矢印：差しろうの位置、数字：ろう付順序）

配管姿勢

継
ソケット
フィティングレジューサー

手

の

種

類

鉛直配管

Ｔ（ティー）――（左右いずれからでもよい）（いずれからでもよい）

水平配管

90°
エルボ45°エルボ（左右いずれからでもよい）―

鉛直・水平混合配管（水平は、左右いずれからでも
よい）

―

―

―

（水平は、左右いずれからでもよい）─ 125 ─第４章

3.6

ろう付実習作業

予熱、加熱及び差しろうの要点

予熱と加熱及び差しろうは、ろう付における一連の連続した作業で、厳密な区分はない。
銅管の熱容量が大きくなる（管径が大きくなる）と、直接加熱では局部加熱となりやすい
ために、予め接合部付近の全体をろう付温度近くまで、できるだけ均一に昇温しておくことによって、より均一加熱状態で差しろう（ろう付）ができる。
したがって、ろう付作業内容を予熱と加熱及び差しろうの２段階に分けて扱う方が合理的であり、ろう付技術を理解しやすい。

3.6.1

予熱

酸素アセチレントーチを使用する場合の予熱作業の基本要領は、次の通りである。

作業目的

予熱は、管と継手との温度差をできるだけ小さくすると共に、接合部の加熱及び差しろうをスムーズに行うため、予め接合部付近の全体を暗赤色になるまで昇温させる。

1. 酸素アセチレントーチ
使用工具 2. 火口
3. ライター作業
要
領
1. 炎の調節：着火後中性炎にし、使用する火口に適した白芯の長さに調整する。
2. 管サイズと予熱範囲の目安：表4.7及び図4.17による。
表4.7

管サイズ
8A 〜
32A
40A 〜
150A

管サイズと予熱範囲の目安

予
銅

管

熱

範

側

囲
継

手

側

継手端部から1/2D離れた部分
継手接合部の止め部から継手端部
継手端部から1/3D 〜 1/2D離れた部分（a） 8A 〜 32Aの予熱範囲
図4.17（b） 40A 〜 150Aの予熱範囲管サイズと予熱範囲の目安

─ 126 ─第４章

ろう付実習作業作業
要領
3. 予熱炎の当て方（図4.18参照）①白芯の長さを（l）とすると、加熱部（管及び継手）の表面と白芯先端の距離は、銅管サイズによって異なるが、約２〜 4l倍程度にする。
②炎は、管軸及び円周に対して、できるだけ直角に当てる。
③炎は、常に動かし続け、一点に止めておかないようにする。
④管と継手を交互に、円周方向にジグザグ状に炎を進めるように予熱する。ただし、銅管サイズ15Ａ以下の場合の予熱は、対向する2方向からでも可能である。
⑤100Ａ〜 150Ａの場合、予熱時間を短縮するために、補助トーチを使用すると、より能率的である。
4. 適正予熱温度の見分け方①銅管及び継手の表面の色が、暗赤色（600 〜 650℃）になった状態の色合いを目安にする。
②直射日光の当たる場所や非常に明るい場所では、この色による判断は困難なので、炎による銅の酸化皮膜の色（黒色）と炎による銅の還元色（淡いピンク色）によって判断する（炎を動かすと黒色とピンクの肌が交互に変化する）。

図4.18

炎の当て方と予熱範囲─ 127 ─第４章

ろう付実習作業3.6.2

加熱及び差しろう

予熱に続く加熱及び差しろうの基本は、第１段階の浸透作業と第２段階のフィレット形
成作業の２段階に分けて行い、次の通りである。
（1）炎の当て方①

白芯の長さを（l） とすると、加熱部（管及び継手）の表面と白芯先端の距離は、銅管サイズによって異なるが、約２〜 4 l 程度にする。

②

炎は、管軸及び円周に対して、できるだけ直角に当てる。

③

炎は、常に動かし続け、一点に止めておかないようにする。

（2）ろうの浸透作業（a）適正ろう付温度（差しろうのタイミング）の見分け方
予熱に続いて、適正ろう付温度まで手際よく加熱し、ろうを差す。この場合、加熱による銅管の色、ろうの溶け具合及びすきまへの浸透、フィレットの状態、ろうの流れ具合などを注意深く観察し、総合的に判断するが、その目安は次の通りである。
①

銅管及び継手が、赤褐色から淡赤色（760 〜 850℃）になったときにろうを差す。

②

すきまの入り口にろうを当て、ほんの少し溶かしたときに吸い込まれていけば、適正温度である。すきまの入り口に留まっていれば、温度が低すぎるので更に加熱し、吸い込まれていくのを確認したら、その温度（加熱色）と状態を保ちながら進行する。

③

ろうを差したとき、フィレットが小さく凹面状になれば適正温度になっている。
凸面状もしくは二等辺三角形状になっていれば温度が低すぎる（図4.19参照）。

★参考適正ろう付温度についてJIS..Z..3264（りん銅ろう）では、ろう付温度の参考値としてBCuP-3の場合、720 〜
815℃が示されている。
このろうは、
固相線温度（ろうが部分的に溶け始める温度）が645℃で、液相線温度（ろうが完全に溶けて、全体が一様になる温度）が815℃である。
実験の結果、ろうの浸透が良好になる温度は、約760℃からで、ろう付温度が高くなるほど浸透性は向上する。また、ブローホールやピンホールは、850℃付近まで多発することはない。母材結晶粒の粗大化は、加熱温度と時間などの条件によって変化するが、850℃までであれば特に問題ない。
以上のことを考慮して、ろうの浸透を重視する第一段階の浸透作業においては、適正温度を760 〜 850℃とした。

─ 128 ─第４章

○ろうの浸透が良好○フィレットが凹面状で小さくなじみが良好（a）適正ろう付温度の場合（760 〜 850℃）
図4.19

④

ろう付実習作業○ろうの浸透が悪い○フィレットが凸面状で大きく
ややなじみが悪い（b）ろう付温度が低い場合（730度以下）

ろう付温度とフィレットの状態

すきまの入り口で、ろうがある程度流動するようであれば、適正温度になっている。

（b）注意事項①

ろうがすきまに吸い込まれなかったり、すきまの入り口から継手や銅管の他の部分に流れる場合は、次の三つのいずれかにその原因があるので、適正温度にしてからろうを差す。
・継手の温度が適正温度より低すぎる（すきまにろうが吸い込まれない）。
・銅管だけがオーバーヒート状態になっている（ろうは、銅管表面上へ流れる）。
・継手だけがオーバーヒート状態になっていて、銅管の温度は低い（ろうは、継手上に流れる）。

②

差しろうのスタートにおいては、ろう棒が冷えているので、母材の温度が適正温度になっていても、すきまの入り口にろう棒の先端を接触させても、すぐには溶け始めない。この場合、補助的に炎を当てて、ろうが溶けるのを助けるようにする。

③

ろうは、炎の白芯の先端付近で直接溶かしてはならない。その理由は、ろうがオー
バーヒートされてピンホール、ブローホール。ピットなどの欠陥が多発するからである（写真4.3参照）。

④

管及び継手の温度が極端に低い状態のときに、ろうを白芯の先端で溶かすと、溶
接ビード状のフィレットとなり、内部にはピンホールやブローホールが多発する。

⑤

母材の温度が極端に低い状態のときにろうを差すと、ぬれ不良（なじみ不良）が生じ、もれを起こすことがあるので、適正温度で差しろうしなければならない。

─ 129 ─第４章

ろう付実習作業（a） オーバーヒートによる接合部のＸ線透過写真（黒い丸状の欠陥がブローホールで、またピンホールも多発）（b） 写真（a）の試料中央部の断面マクロ組織写真
写真4.3

⑥

Ｔ継手部に発生したピンホール及びブローホールの例

ろうの浸透作業においては、管の温度より継手の温度の方が高くなるように加熱する。継手は、入り口だけでなく、止め部まで十分に加熱する。その理由は、次の２点である。
・継手に差し込まれている管は、継手の内側に入っているため、継手よりも温度が上がりにくくなっている。
・管と継手接合部との間に温度勾配をつけることによって、ろうの浸透性を良好にし、更に、ろうが銅管表面に流れ出るのを抑制する効果がある。これは鉛直
配管の上向き姿勢の場合に顕著である。

⑦

差しろう時に溶融ろうから小さい火花（スパッタ）が飛ぶときは、オーバーヒー
ト状態（ピンホールなどの欠陥が多発）なので直ちに炎を遠ざける（図4.20参照）。

図4.20

オーバーヒート時の火花─ 130 ─第４章⑧

ろう付実習作業

溶融ろうがフィレット部から継手や管の表面に流れ出したときは、ろうと母材が合金化して融点が下がり、母材が溶けやすくなるので、肉厚が薄い小径銅管の場
合、特に気をつけないと穴を開ける恐れがある。

（3）フィレット形成作業
フィレットは、接合部の継手強度、耐圧及び耐もれ性など、ろう付部の信頼性に大きく寄与する。したがって、すきまにろうを十分に浸透させた後、フィレットを確実に形成させておくことは、極めて重要なことである。
①

フ ィ レ ッ ト の 形 成 作 業 は、 予 熱 温 度（600 〜 650 ℃） と 浸 透 作 業 温 度（760 〜
850℃）の中間の温度（680 〜 730℃）を目安にろうを差す。

②

炎は、少し遠ざけるか、または弱く調節して、フィレット両端部のぬれ（なじみ）具合を注意深く観察しながら、できるだけ低い温度でろうを差し、大きなフィレットを形成させるようにする。

3.7

銅管サイズ別ろう付要領

加熱源として、酸素-アセチレントーチを使用し、りん銅ろうのBCuP-3を用い、フラックスを使用しない場合のろう付の基本要領について述べる。
なお、ここでは、ソケット継手の例について述べるが、エルボ継手やティー（Ｔ）継手の場合も基本は同じなので、これに準じて作業すればよい。

3.7.1

銅管サイズ8A 〜 15A（1/4B 〜 1/2B）のろう付要領（1） 鉛直配管−継手下側：上向ろう付姿勢−
ａ．トーチ及び火口の選択と炎の調節①

トーチ及び火口を選択し、酸素とアセチレンの圧力を調節する（表4.7参照）。
表4.7

管の呼び径

トーチ、火口及びガス調節器の圧力（全配管姿勢に共通）

酸素アセチレントーチ及び火口

（A）

（B）

トーチ

８
10
15

1/4
3/8
1/2

BO号

火口番号

白芯の長さ
mm

50 〜 70

５〜６

70 〜 100

６〜７

ガス調整器の圧力
酸素M
Pa

アセチレン
MPa

0.2

0.02

②

着火の後、酸素とアセチレンの弁を調節して中性炎にする。

③

火口に適した白芯の長さに調整する。

─ 131 ─第４章

ろう付実習作業ｂ．ろう付順序
ろう付は、継手の下側から先に行う。
ｃ．予熱（図4.21参照）①

炎は、白芯先端から白芯の長さの３〜４倍離した状態で当てる。

②

予熱は、対向する2方向から行い、まず、差しろう開始予定位置の反対側から開始する。

③

予熱範囲は、継手の端部から銅管直径の約1/2離れた位置から継手の止め部までを基本とする。

④

予熱は、全周にわたって銅管及び継手の表面が暗赤色（600 〜 650℃）になるまで昇温する。
図 4.21

予熱要領（継手上下に共通）

ｄ．加熱及び差しろう①

加熱及び差しろうは、予熱と同様に白芯先端から白芯の長さの３〜４倍離した状態で行う（図4.22参照）
。

図4.22

②

加熱及び差しろう要領

図4.23

ろうの使用量の目安は、表4.8による。

─ 132 ─ろう棒の保持角度

第４章

表4.8

銅管サイズ

ろう付実習作業継手1 ヶ所当たりのろうの使用量の目安（全配管姿勢に共通）

ろうの直径

使

用

量

最
長さ
mm

小
重量
g

最
長さ
mm

大
重量
g

（Ａ）

（Ｂ）

mm

8
10

1/4
3/8

1.6
1.6

20
35

0.35
0.61

30
55

0.52
0.95

15

1/2

2.0

35

0.95

55

1.49

③

差しろうをするときのろう棒の保持角度は、図4.23による。差しろうの進行に伴って、銅管にろう棒を巻き付けるような要領で、継手の端部に沿って移動させる。

④

予熱に引き続き、差しろうの第１段階では、ろう付適正温度（赤褐色から淡赤色：
760 〜 850℃）まで加熱する。この際、銅管よりも継手の温度の方が高くなるようにし、すきまにろうを十分浸透させる（ろうの浸透作業）。

⑤

第２段階では、差しろう温度を低く（680 〜 780℃）し、大きなフィレットを形成させる（フィレット形成作業）。

⑥

差しろうは、銅管の全周を２〜３分割して行うと、作業しやすい（図4.24参照）●：差しろうの開始位置
Ｐ：ろうの浸透作業の順序
Ｆ：フィレット形成作業の順序

図4.24

⑦

全周３分割による差しろうの例（継手上下に共通）

銅管及び継手の肉厚が薄く溶けやすいので、炎は近づけすぎたり、1 ヶ所に止めておかないように、常に管の円周に沿って左右に動かすようにする。

⑧

オーバーヒートになりやすいときは、炎をすばやく遠ざけるか、または、接合部付
近から左右にはずすようにして対処する。

★参考①

この銅管サイズの範囲は、必要なろうの使用量に対して、実際の使用量が多くなりやすい。このため、ろうの浸透作業でフィレット形成作業をかねて行われる場合も多い。

②

この銅管サイズの範囲は、径が小さく比較的均一加熱がしやすいので、熟練すれば
─ 133 ─第４章

ろう付実習作業

ろうは、対向する2方向から差すことで、全周にろうを回すことも可能である。
（（3）水平配管−継手左側：横向きろう付姿勢−の

★参考

を参照）。

ｅ．目視検査ろう付終了後、直ちに欠陥の有無及びフィレットの形成状態を目視で必ず検査し、問題があれば適切な補修をする。
（2）鉛直配管−継手上側：下向きろう付姿勢−
下記以外の事項は、（1） 鉛直配管−継手下側：上向きろう付姿勢−に準ずる。
ａ．予熱
継手上側の予熱は、下側のろう付によって、すでに継手の温度はかなり上昇しているので、銅管の昇温を主体に、全体のバランスを考慮して予熱する。
ｂ．加熱及び差しろう①

予熱に続く加熱及び差しろう要領は、図4.25による。

②

ろう棒の保持角度は、図4.26による。

③

ろうの使用量が少ないと、フィレットにひけが生ずることがある。この場合、ろうを追加し、必ずフィレットを形成させておくことが大切である。

図4.25

加熱及び差しろう要領

図4.26

ろう棒の保持角度（3）水平配管−継手左側：横向きろう付姿勢−
下記以外の事項は、（1）鉛直配管−（継手下側：上向きろう付姿勢）−に準ずる。

─ 134 ─第４章

ろう付実習作業ａ．ろう付順序
ろう付順序は、継手の左右いずれから先に行ってよい。
ｂ．予熱
予熱は対向する２方向から行うが、まず上側（差しろう開始位置の反対側）から開始する（図4.27参照）。
ｃ．加熱及び差しろう①

予熱に続く加熱及び差しろう要領は、図4.28による。

②

差しろうは、真下（６時）の位置から開始する。

③

ろう棒の保持角度は、図4.29による。

図4.27

予熱要領

図4.28

図4.29

ろう棒の保持角度
─ 135 ─加熱及び差しろう要領

第４章

ろう付実習作業④

差しろう（第１段階：浸透作業）は、図4.30のように全周を左右に２分割し、いず
れか一方の半分を真下（６時）付近から開始し、真上（12時）に向かって進行する。
引き続いて、残りの半分を同様な要領で行う。

⑤

オーバーラップ部（接続部）は、欠陥が発生しないように注意する。

⑥

真上付近（10時−12時−２時）のフィレットが不足しやすいので、第２段階（フィレット形成作業）で差しろう温度を低くして、大きなフィレットを形成させる。
この場合、12時から10時付近までと、12時から２時付近までの両方向に振り分けて行うとよい。

●：差しろうの開始位置
Ｐ：ろうの浸透作業の順序
Ｆ：フィレット形成作業の順序

図4.30

浸透及びフィレット形成作業の例★参考
鉛直管と同様に熟練すれば、２方向からの差しろうも十分可能である。
この場合のポイントは、次の通りである。
①

６時からろうを多目に差し、同時に炎で４時及び８時の方向に振り分けるようにしてなじませる。

②

続いて、12時付近を加熱したときに、浸透したろうが、すきまの入り口からにじんで見えることを確認することが重要である。

③

差しろう温度を低くし、12時付近から３時−９時方向にろうを差し、大きなフィレットを形成させる。

（4）水平配管−継手右側：横向きろう付姿勢−
下記以外の事項は、（3） 水平配管−継手左側：横向きろう付姿勢−に準ずる。
ａ．予熱
継手左側のろう付に引き続いて、右側の予熱は、すでに継手の温度がかなり上昇してい─ 136 ─第４章

ろう付実習作業るので、銅管の昇温を主体に、全体のバランスを考慮して予熱する。

3.7.2

銅管サイズ5/8B 〜 32A（5/8B 〜 1･1/4B）のろう付要領

ろう付要領の基本は、3.7.1（銅管サイズ8A 〜 15Aのろう付要領）に準ずる。ここでは、銅管サイズが大きくなったことによる相違点について述べるが、その主な点は次の通りである。
①

銅管サイズが大きくなった分だけ熱容量が大きくなり、これに合わせてトーチ及び火口は、加熱能力のより大きいものを使用する。

②

均一加熱は、やや難しくなる。これを補うためにトーチ操作（炎の当て方）が多少複雑になる。

③

ろうの浸透性は、やや悪くなるうえ接合面積も大きくなるために、より確実なトーチ操作が要求される。

④

差しろうは、ろうの浸透作業とフィレット形成作業の２段階に分けて、それぞれの作業をより確実に行う必要がある。
このように、銅管サイズが大きくなると、技術的に見て多少難しい点はあるが、特に問題はなく、むしろ次の点で細管（15A以下）よりもやさしい点もある。
・接合部の曲率半径が大きく作業しやすい。
・銅管及び継手の肉厚が厚く、母材を溶かす恐れがより少ない。

（1）鉛直配管−継手下側及び上側：上向及び下向ろう付姿勢−
ａ．トーチ及び火口の選択
銅管サイズにあったトーチ及び火口を選択し、酸素とアセチレンの圧力を調節する（表4.9参照）
。
表4.9

管の呼び径
（A）

（B）

−
20
25

5/8
3/4
1

32

1･1/4

トーチ、火口及びガス調節器の圧力（全配管姿勢に共通）

酸素アセチレントーチ及び火口
トーチ
B0号
B01号

火口番号

白芯の長さ
mm

100 〜 140
140 〜 200
200 〜 250
250 〜 315

７〜８

ガス調整器の圧力
酸素
MPa

アセチレン
MPa

0.2

0.02

0.3

0.03

８以上
８〜９以上

ｂ．予熱
①

炎は、白芯先端から白芯の長さの２〜３倍離した状態で当てる。

②

炎は、管軸及び円周に対して直角に当て、予熱範囲をジグザグに進行し、全体をできるだけ均一に昇温させる（図4.31を参照）。

③

管サイズが大きくなると、銅管と継手との温度差が生じやすいので、銅管の温度を継手より高めに予熱するのがポイントである。

④

継手上側の予熱は、下側のろう付によって、すでに継手の温度はかなり上昇してい─ 137 ─第４章

ろう付実習作業るので、銅管の昇温を主体に、全体のバランスを考慮して予熱する。

図4.31

予熱の範囲と炎の当て方

ｃ．加熱及び差しろう①

炎の当て方は、予熱と同様に白芯の先端から白芯の長さの２〜３倍離して行い、浸透作業においては、継手を重点的に加熱するのがポイントである（4.32参照）。

（a）鉛直管下側（上向ろう付姿勢）
図4.32（b）鉛直管上側（下向ろう付姿勢）
加熱及び差しろう要領─ 138 ─第４章②

ろう付実習作業

ろうの使用量の目安は、表4.10による。
表4.10

継手1 ヶ所当たりのろうの使用量の目安（全配管姿勢に共通）

使

銅管サイズ

ろうの直径
mm

用

量

（Ａ）

（Ｂ）

−
20

5/8
3/4

2.0
2.0

最
長さ
mm
55
70

小
重量
g
1.49
1.89

最
長さ
mm
85
110

大
重量
g
2.30
2.97

25

1

2.0
2.4

130
90

3.51

200
140

5.40

32

1･1/4

2.0
2.4

190
130

5.13

290
200

7.83

③

差しろうは、全周を３〜４分割して行うと作業しやすい（図4.33参照）。

④

管サイズ15A以下に比べ、ろうの浸透作業がやや悪くなるうえ接合面積も大きくなるので、差しろうは、ろうの浸透作業とフィレット形成作業の２段階に分けて、それぞれの作業をより確実に行う。

●：差しろうの開始位置
Ｐ：ろうの浸透作業の順序
Ｆ：フィレット形成作業の順序

図4.33

全周４分割による差しろうの例（継手上下）（2）水平配管−継手左及び右側：横向ろう付姿勢−
下記以外の事項は、（1）鉛直配管に準ずる。

─ 139 ─第４章

ろう付実習作業ａ．ろう付順序
ろう付順序は、継手の左右いずれから先に行ってもよい。
ｂ．予熱①

予熱の範囲と炎の当て方は、図4.34に示すが、基本的には鉛直管と同じ要領で行え
ばよい。

図4.34

②

予熱の範囲と炎の当て方

左側の継手に引き続いて右側の継手をろう付する場合は、左側のろう付によって、すでに右側の継手の温度はかなり上昇しているので、銅管の昇温を主体に、全体のバランスを考慮して予熱する。

ｃ．加熱及び差しろう①

炎の当て方は、鉛直管と同様に白芯の先端から白芯の長さの２〜３倍離して行い、浸透作業においては、継手を重点的に加熱するのがポイントである（図4.35参照）。

②

炎は、継手と管を往復させながら外周面に沿ってジグザグに進行する。

図4.35

加熱及び差しろう要領（浸透作業）

─ 140 ─第４章③

ろう付実習作業

フィレット形成作業の炎操作は、浸透作業の場合よりも適宜離し、フィレットを中心に左右に振りながら進行するのが基本である。

④

フィレット形成作業は、浸透作業が終了した後、フィレット形成の適正温度になるまで少し待って（数秒）、真上（12時）から３時付近までと、12時から９時付近までの両方向に振り分けて行う（図4.36及び4.37参照）。

⑤

フィレット形成要領は、継手肉厚を一辺とする二等辺三角形を形成させるように、
大きなフィレットを形成させるようにする（図4.37.b参照）。

●：差しろうの開始位置
Ｐ：ろうの浸透作業の順序
Ｆ：フィレット形成作業の順序

図4.36

浸透及びフィレット形成作業要領（a）ろう棒の保持角度（b）大きなフィレット
図4.37

フィレット形成作業

─ 141 ─第４章

ろう付実習作業

3.7.3

銅管サイズ40A 〜 150A（1･1/2B 〜 6B）のろう付要領

ろう付要領の基本は、3.7.1（銅管サイズ8A 〜 15Aのろう付要領）及び3.7.2（銅管サイ
ズ5/8B 〜 32Aのろう付要領）に準ずる。
ここでは、銅管サイズが大きくなったことによる相違点について述べるが、その主な点は次の通りである。
①

組み立ては、できるだけ偏心させないように注意する。

②

銅管サイズが大きくなった分だけ熱容量が大きくなり、これに合わせてトーチ及び火口は、加熱能力のより大きいものを使用する。

③

均一加熱は、一段と難しくなり、これを補うために基本に忠実にトーチ操作（炎の当て方）が要求される。

④

管サイズが大きくなると、すきまが大きくなって、ろうの浸透性は悪くなるうえ、接合面積も大きくなるために、より確実なトーチ操作が要求される。

⑤

差しろうは、ろうの浸透作業とフィレット形成作業の2段階に分けて、それぞれの作業をより確実に行う必要がある。

⑥

ろうの浸透が不十分となりやすいので、これを補うために大きなフィレットを確実に形成させておくことが特に重要である。
このように、銅管サイズが大きくなると、技術的に見て難しい点はあるが、特に問題はなく、むしろ次の点で細径よりやさしい点もある。
・接合部の曲率半径が大きく作業しやすい。
・銅管及び継手の肉厚が厚く、母材を溶かす恐れがより少ない。

（1）鉛直配管−継手下側及び上側：上向及び下向ろう付姿勢−
ａ．組み立て管径が大きくなると、すきまが大きくなるので、偏心して組み立てると部分的にすきまが過大となり、ろうが浸透しにくくなる。したがって、組み立てには十分注意する。
ｂ．トーチ及び火口の選択
銅管サイズにあったトーチ及び火口を選択し、酸素とアセチレンの圧力を調節する（表4.10参照）。
ｃ．着火及び炎の調節①

B1号及びB2号トーチの場合の着火は、逆火防止のため、必ずアセチレンだけを少し出して着火する。

②

白芯の長さは、火口によってばらつきが大きくなるが、使用する火口の能力をできる限り有効に利用するため、大きめな炎に調整する。

③

ガスホースが長い場合は、必要に応じて酸素圧力を推奨条件よりも0.05 〜 0.1MPa
上げて使用する。

④

炎は必ず中性炎にして使用する。

─ 142 ─

第４章

表4.11

管の呼び径
（A）

（B）

40

1･1/2

50

２

65
80

2･1/2
３

100

４

トーチ、火口及びガス調整器の圧力（全配管姿勢に共通）

酸素アセチレントーチ及び火口
白芯の長さ
トーチ
火口番号
mm
B01号
400 〜 500 ９〜 11以上
B1号
B01号
400 〜 500 ９〜 11以上
B1号
500 〜 630 11 〜 12以上
630 〜 800 12 〜 14以上
B1号
800 〜 1000 14 〜 15以上

B2号
125

ろう付実習作業５1500 〜
3000
2000 〜3500

19 〜 20以上

ガス調整器の圧力
酸素
アセチレン
MPa
MPa
0.3
0.03
0.4
0.3
0.4

0.04
0.03
0.04

0.4

0.04

0.5

0.05

ｄ．予熱
①

炎の当て方は、3.7.2に準ずる。

②

管径が大きくなると、予熱の効果は、加熱及び差しろう作業に細径よりも大きく影響する。したがって、予熱は、低すぎないように注意し、管を主体的に小径に比べ高めにするのがポイントである。

ｅ．加熱及び差しろう
銅管サイズ40A以上のろう付では、必ず浸透作業とフィレット形成作業の２段階に分けて差しろうを行う。１回の作業で十分なフィレットが形成される場合は、温度が低す
ぎてろうの浸透が不十分である。
イ）ろうの浸透作業①

差しろうは、全周を４〜５分割して行うと作業しやすい。

②

接合部を適正温度（赤褐色から淡赤色：760 〜 850℃）に昇温したら、少量のろうを差し、これがすきまに吸い込まれていくのを確認してから、その温度（表面の焼けと色具合）を保ちながら進行する。

③

ろうの浸透作業では、管の温度を低めにし、継手の温度を高めにするのが最大のポイントで、このようにすると、上向きろう付姿勢の場合でも、ろうだれが抑制され、かつろうの浸透も良好となる。

④

ろうの浸透が良好な場合は、ろうを差している位置から少し遅れて、フィレットが小さく凹面状となり、すきまにろうが浸透していく状態が観察できる（図4.38
参照）。

─ 143 ─第４章

ろう付実習作業（a）上向きろう付姿勢
図4.38（b）下向きろう付姿勢
ろうの浸透する状態の模式図ロ）フィレット形成作業①

ろうの浸透作業が終了したら、温度がフィレット形成に適温（暗赤色から鈍い赤
色：680 〜 730℃）に下がるのを待ってから開始する。

②

ろうが継手の端面（肉厚）と管の間で等脚フィレット（二等辺三角形）を形成し、かつ、フィレットの両止端部がなじむように炎を操作しながら進行する。

③

温度が高すぎると、フィレットが小さな凹面状になったり、上向きろう付姿勢の場合は、ろうが管表面へ流れてします。逆に温度が低すぎると、フィレットが凸面状となり、両端のなじみが悪く不規則な形状となりやすい。

④

良好なフィレットの状態を図4.39に示す。上向きろう付姿勢の場合は、多少のろうだれを伴うがやむを得ない。

（a）上向きろう付姿勢
図4.39（b）下向きろう付姿勢
良好なフィレットの状態（2）水平配管−継手左及び右側：横向ろう付姿勢−
ａ．組み立て及び予熱：鉛直配管に準ずる。
ｂ．加熱及び差しろう
ろうの浸透及びフィレット形成作業の基本は、鉛直配管に準ずるが、若干の補足事項を以下に述べる─ 144 ─第４章

ろう付実習作業イ）ろうの浸透作業①

差しろうは、全周を４〜６分割して行うと作業しやすい（図4.40参照）。

●：差しろうの開始位置
Ｐ：ろうの浸透作業の順序
Ｆ：フィレット形成作業の順序

図4.40

②

全周4分割による差しろうの例（継手上下に共通）

浸透作業における炎の当て方は、ろう棒に対して炎の中心を外した状態で、かつ継手を重点的に加熱しながら差しろうする（図4.41参照）。

③

浸透作業の場合、ろうは下方へ向かって流れながら、同時にすきまへ浸透していく状態を保ちながら進行する（図4.42）
。

図4.41

差しろうにおける炎の当て方

図4.42

ろうの浸透する状態の模式図ロ）フィレット形成作業
浸透作業終了時において、３時−９時付近から上部では、重力の影響でろうが下方に流れるために、フィレットは小さく凹面状になったり、すきまが著しく大きい場合には、フィレットにひけを生ずる。したがって、浸透作業終了後に十分なフィレット

─ 145 ─第４章

ろう付実習作業を形成させることによって、信頼性を確保する必要がある。
① フィレット形成作業は、12時から３時及び12時から９時の両方向に振り分けて行う。
②

フィレットの形成要領は、フィレットの両止端部が母材になじみ、継手の端面と管との間で、できるだけ大きな二等辺三角形を形成し、かつろうが下方へほとん
ど流れないような状態を維持しながら進行する（図4.42参照）。

（a）浸透作業終了時のフィレット
図4.42

3.8

（b）フィレット形成作業後の大きなフィレット

水平配管のフィレット形成状態

銀ろう及びフラックスを使用する場合のりん銅ろう付要領

銅配管のろう付において、使用する継手の材質やろうの浸透性を考慮して、銀ろうが使用される場合と、フラックスを使用してりん銅ろう付する場合がある。銀ろう付には、必ずフラックスを使用する。りん銅ろう付の場合は、フラックスを使用するとぬれ及び浸透性が向上する。
（1）継手の材質とろう付性
ａ．黄銅及び快削黄銅①

ろうの種類に関係なく、フラックスを使用しないと、ろう付ができない。

②

原則として銀ろう付で行う。

③

銀ろう付は、ろう付温度が低く、ぬれ及び浸透性に優れているので、最も確実なろう付ができる。

④

りん銅ろう付の場合、ろう付温度が高いうえ、ぬれ及び浸透性が劣るので推奨できない。

ｂ．青銅鋳物①

銀ろう付は、りん銅ろう付に比べ、ろう付温度が低く、ぬれ及び浸透性に優れているので、より確実なろう付ができる。

②

りん銅ろう付は、フラックスを使用しなくても、ろう付はできる。フラックスを使用するとぬれ及び浸透性が向上する。

ｃ．銅製アダプタ等部品にねじが切ってある場合①

銀ろう付は、ろう付温度が低いので、ねじ部への損傷が少なく、ぬれ及び浸透性に優れているので、より確実なろう付ができる。

②

りん銅ろう付の場合は、フラックスを使用するとぬれ及び浸透性が向上する。

ｄ．銅管①

銀ろう付は、りん銅ろう付に比べ、ろう付温度が低く、ぬれ及び浸透性に優れている。
─ 146 ─第４章

ろう付実習作業★注：管径が大きく（80A以上）なると、すきまが広くなり、銀ろう付といえども浸透性は悪くなる。
特に、すきまが0.4mm以上の場合は、毛管浸透能力が極端に悪くなるうえ、
フィレットの形成も困難となるので、銀ろう付は適切でない。
このような場合、BCuP-3によるりん銅ろう付を推奨する。
②

りん銅ろう付の場合は、フラックスを使用すると、ぬれ及び浸透性が向上する。

（2）フラックスの種類及び塗布方法①

銀ろう付には、一般用の低温または中温用フラックスを、りん銅ろうには、銀ろう用の中温または高温用のフラックスを使用する。

②

フラックスは、銅管表面に対し、継手の差し込み代に５〜 10mmを加えた範囲に塗布する（図4.43参照）。

③

管を継手に差し込んで組み立てた段階で、継手の入り口端部にフラックスを塗布しておくと、ろうのなじみがよくフィレットが良好に形成される。

図4.43

フラックスの塗布方法

（3）予熱
①

予熱は、継手入り口に塗布してあるフラックスに対し、炎の中心を直接当てないよ
うにする。

②

予熱は、フラックスが半分くらい溶けた時点を目安に行う。この際とくに、管の温度が低すぎないように注意する。

③

予熱範囲及び具体的な要領は、3.7（銅管サイズ別ろう付要領）を参照してください。

（4）加熱及び差しろう①

フラックスが溶けて透明液状となって、銅管表面が清浄となった時点で、ろうを継手の入口へ接触させ、スムーズに溶け始めたら、その温度を維持しながら進行する。

②

銀ろう付の場合、差しろう温度のもう一つの目安は、銅管及び継手が鈍い赤色から
淡赤色（680 〜 760℃）になったらろうを差し、その温度を維持しながら進行する。

③

継手の止め部まで十分に加熱する。

④

銀ろう付の場合、大きなフィレットは形成されないので、フィレット部のなじみ不良、ピンホール、酸化及びろう引けに注意すればよい。

⑤

ろう付の途中でフラックスが劣化して活性が弱くなった場合は、フラックスを追い─ 147 ─第４章

ろう付実習作業差しする。この場合、ステンレス鋼ワイヤを束ねたはけを使用するとよい。
⑥

その他は、3.7（銅管サイズ別ろう付要領）を参照してください。

（5）目視検査3.7（銅管サイズ別ろう付要領）を参照してください。

3.9

後処理

（1）フラックスを使用しない場合（りん銅ろう付）①

管及び継手の外面は、ろう付後、室温に近くなってから、表面に浮いている酸化皮膜をウエス等を用いて除去する。

②

管及び継手の内面は、ろう付終了後、通水して表面に浮いている酸化皮膜を除去する。

（2）フラックスを使用する場合
銀ろう付のフラックス残さは、銅管を腐食する心配はないので、はんだ付のフラックス
残さ（腐食性が強い）のように、神経質になる必要はない。しかし、配管の使用環境によっては、腐食を助長させる原因になることが考えられるので、フラックス残さは、除去することが望ましい。フラックス残さの除去は、現時点で特によい方法はなく、大変な作業であるが、一般に次の方法で行う。
・管及び継手の外面は、ウエス等を用いて、湯洗によって除去する。
・管及び継手の内面は、通水によって除去できるものだけ取り除く。

─ 148 ─第４章

ろう付実習作業

作業目的

4．試験・検査（テキスト104ページ気密試験を参照）
ろう付部の欠陥及びフィレットの状態、凹み及び変形を目視等で調べると共に、配管内を加圧して、もれチェックを実施し実際の使用が可能であることを確認する。

使
用
工
具

1. 窒素ガス（気圧）、コンプレッサー（空圧）2. 閉鎖プラグ（例：ネオプラグ：写真4.4参照）
3. 圧力計
4. 空気抜き弁他
5. 気密漏れ検知液（石鹸水）
6. 手鏡
7. ルーペ（５〜 10倍）
写真4.4

ネオプラグ（因幡電工製）

作 業 要 領補足事
項
1. もれ試験は、保温工事前に実1．目視検査（外観試験：写真4.5参照）
次のことを目視で検査する。
検査しにくい場合は、手鏡、 施する。
2. もれ試験は、各階もしくは立ライト、ルーペ等を補助的に使用する。
てシャフト毎に、工事の区切①フィレット部のろう周り不良（ろうの途切れ）はなりにできるだけ小単位で順次いか。
②フィレットのひけ（ろう引け）及び形成不足はないか。 繰り返して行う。
③ぬれ不良（なじみ不良）、ピンホールやピットはない 3. 圧力計や窒素ガスは、機能に故障がないことを確認したもか。
④溶接ビード状のフィレット、著しい酸化や肌荒れ、 のを使用する。
著しいろうだれ、著しい母材の溶融や貫通穴はない 4. 試験用は気体で行い、水槽に作品をしたして泡がないか確か。
認する。石鹸水でも可能。
⑤著しい変形、凹み、打ち傷などはないか。
⑥有害な異物等の有無
2．圧力検査（1）気密試験①配管内に４MPaの圧力を1分間加えた後、水槽にしたすか、漏れ検知液を塗布してもれを検査する。
②気密試験終了後徐々に窒素ガスを抜き、圧力がゼロになるのを確認する。
3.ろう材の浸透確認試験①ろう付部を金切ノコ等で切断し、隙間にろうの浸透が出来ているかの目視検査。
②ろうが重ね継手にすべて浸透していれば合格です。
注意事項
1. 気密試験の結果、漏れ箇所が発見された場合には、完全にチッ素抜きを行った後、適切な補修ろう付を行う。大事故につながります。
2. 夏期の気密試験は、試験前後の温度補正を十分行うなど圧力値の記録を取っておくことが重要である。

─ 149 ─第４章

ろう付実習作業

写真4.5

外観上の欠陥事例−その１−─ 150 ─

第４章

写真4.6

外観上のろう付欠陥−その２−─ 151 ─ろう付実習作業第４章

ろう付実習作業෗┿ K ࣆ࣮ࣥ࣍ࣝ

෗┿ L ࢁ࠺࿘ࡾ୙Ⰻ

෗┿ M ࣈࣞ࢖ࢬ⁐᥋≧ࡢࣇ࢕ࣞࢵࢺ

෗┿ O ẕᮦࡢ⁐⼥
写真4.7

෗┿ N ⴭࡋ࠸ࢁ࠺ࡔࢀ

෗┿ P ࢁ࠺ࡢ㐣๫

外観上のろう付欠陥事例−その３−─ 152 ─第４章

ろう付実習作業5．銅配管ろう付のポイント
5.1

作業者の資格（酸素−アセチレン、酸素−プロパントーチなど酸素と可燃性ガス炎を使用）①

ガス技能講習修了者②

ガス溶接作業主任者免許のうち、いずれかの資格が必要である。

5.2

ろう及び加熱源の選択①

ろう：JIS Z 3264BCuP-3（ろう棒の直径は、使用銅管サイズによって適宜選択）②

フラックス：使用せず③

加熱源：酸素アセチレントーチ、火口の大きさは適宜選択する（炎は中性炎に調整）。
＊機器メーカーでは温度が低くく、母材を傷めないとの理由で還元炎を推奨しています。ろう付時にろう付部が炎で蔽われて、空気による酸化防止が大事です。その点では本手引きは137ページに白芯の長さの２〜４倍の長さとしています。
還元炎では約５cm＋２〜３mmで炎の先端はどちらも十分な長さになり炎で酸化防止が出来ていますので、どちらでも可能です。

୰ᛶ⅖࡜㑏ඖ⅖ࡢẚ㍑
୰ᛶ⅖䠄ᶆ‽⅖䠅䉭㻩㻌㻡䡚㻝㻜㼙㼙㻞䉭䡚㻟䉭㑏ඖ⅖䠄Ⅳ໬⅖䠅⣙㻟㻞㻜㻜䉝

ⅆཱྀ

㻝䡚㻞㼙㼙

⣙㻡㻜㼙㼙

ⅆཱྀ

⣙㻟㻡㻜㻜䉝ⓑⰺ୰ᚰ⥺䛾 㻟㻡㻜㻜ᗘ໙㓄᭱㐺⣙㻟㻡㻜㻜䉝

እ⅖

ⓑⰺ

㻟㻞㻜㻜

ᗘ⠊ᅖ
䠄⊃䛔䠅

㓟⣲㔞

⣙㻟㻞㻜㻜䉝

㽢㽢୰ᚰ⥺䛾 㻟㻡㻜㻜
ᗘ໙㓄

㻝㻜㻜㻜

㻝㻚㻝䠖㻝 ᐜ✚䠄㓟⣲䠖䜰䝉䠅

㑏ඖ⅖

እ⅖

㻟㻞㻜㻜
᭱㐺 ᗘ⠊ᅖ䠄ᗈ䛔䠅㻝㻜㻜㻜䜰䝉䝏䝺䞁䛻ᑐ䛧䛶㓟⣲䛜୙㊊

⅖⅖୰䛻వ๫䛾㓟⣲䜔Ⅳ⣲䛜䛺䛟᏶඲⇞↝䛧䛶䛔䜛䛯䜑䚸ຠ⋡䜘䛟㧗 䛜ᚓ䜙䜜䜛䚹ⓑⰺ䛾ඛ➃䛛䜙ᩘ㼙㼙䛿㑏ඖᛶ䛾䜺䝇䛜Ⓨ⏕䛧䛶䛔䜛䛾䛷䛣䛾㒊ศ䛷䜝䛖௜䜢⾜䛖䚹䜰䝉䝏䝺䞁㻔㻯㻞㻴㻞㻕䛾ศゎ䛻䜘䛳䛶⏕䛨䛯Ⅳ⣲䛸Ỉ⣲䛜䚸㓟⣲୙㊊䛾䛯䜑᏶඲⇞↝䛷䛝䛪䛻⅖䛾୰䛻ṧ䛳䛶䛔䜛䚹䠄Ⅳ໬⅖䠖䜰䝉䝏䝺䞁䝣䜵䝄䞊䛸䜒䛔䛖䠅 Ⅳ໬⅖䜢ຍ⇕≀䛻ᙜ䛶䜛䛸㐟㞳Ⅳ⣲䛾䛯䜑⾲㠃䛜䛩䛩≧䛻㯮䛟䛺䜚䛼䜜୙Ⰻ䛾ཎᅉ䛸䛺䜛䛾䛷Ⅳ໬⅖䜢እ䛧䛶䜝䛖௜䜢⾜䛖䚹㑏ඖ䡲䢚䡹㞺ᅖẼ⊃䛔ᗈ䛔⅖䛾఩⨨Ỵ䜑䛾ṇ☜䛥䜔䜔㞴䠄ⓑⰺඛ➃䛛䜙㻝㻜䡚㻟㻜㼙㼙 ᐜ᫆䠄Ⅳ໬⅖䛾ඛ➃䛛䜙㻝䡚㻞㼙㼙䛾఩⨨䛾䛯䛾఩⨨䛾䛯䜑䠅䜑䠅᭱㐺 ᗘ⠊ᅖ

⊃䛔䠄ୗ䜚໙㓄䛾㏵୰䠅ᗈ䛔䠄䝢䞊䜽䛾୧ഃ䠅

୰ᛶ⅖䛿㡢䠄䝅䝱䞊㡢䠅䛸ⓑⰺ㍯㒌䛾㩭᫂䛥䛺䛹䛛䜙㓟⣲䛸䡭䡺䡽䢖䢙䛾㔞ཬ䜃ẚ⋡ㄪᩚ䛜䛧䜔䛩䛟䚸ຠ⋡䜘䛟㧗 䛜ᚓ䜙䜜䜛䛜䚸఩⨨Ỵ䜑Ⅼ䛜㐲䛟䚸᭱㐺 ᗘ⠊ᅖ䛜⊃䛔䛾䛷せὀព䚹㑏ඖ⅖䛿ⓑⰺ㍯㒌䛜୙㩭᫂䛷ẚ⋡ㄪᩚ䛜㞴䛧䛟䚸Ⅳ໬⅖䜢ᙜ䛶䛺䛔䜘䛖ὀព䛜ᚲせ䛰䛜䚸᭱㐺 ᗘ⠊ᅖ䛜ᗈ䛟䚸㑏ඖᛶ䜺䝇㞺ᅖẼ䛜኱䛝䛔䛸䛔䛖≉ᚩ䜢⏕䛛䛩䛸సᴗ䛾☜ᐇᛶ䛜ቑ䛩䚹

─ 153 ─第４章

ろう付実習作業＊火炎の角度も母体の対し、約80 〜 85°としています。

（参考 火炎角度）

本手引きでは134ページのように直角に加熱するように推奨しています。
ろうは炎の角度ですきまに入るのではなく、毛細管現象で自然に流れるので、加熱温度が大事だと考えます。現場で適時に使いこなせばいいでしょう。

5.3

銅管サイズとろう付作業の基本（1）32A（1･1/4B）以下
適正なすきまが確保されるため、基本を守れば特に問題ないが、フィレットは十分に形成させておくことが重要である。
（2）40A（1･1/2B）以上
管サイズが大きくなるに従って、すきまも大きくなり、ろうが浸透しにくくなるので、この弱点を補うために、ろう付作業は、浸透作業とフィレット形成作業の二段階に分けて行う。
イ）第一段階の浸透作業：高めのろう付温度で（760 〜 850℃）、すきまにろうを十分浸透させる。
ロ）第二段階のフィレット形成作業：低めのろう付温度（680 〜 730℃）で、フィレッ
トを確実に形成させる。

5.4①

差しろう時の注意
接合部付近（銅管と継手）を暗赤色（600 〜 650℃）になるまで予熱する（ブローホールの防止と共に、適正ろう付温度にできるだけ均一に昇温するための準備）。

②

白芯の先端付近で、直接ろう棒を溶かしてはならない（ブローホールの防止：図4.44
参照）。

③

浸透作業は、適正ろう付温度に昇温した後、主として母材からの熱伝導でろう棒を溶かすようにし、炎の外炎は、補助的に当てる要領でろうを差す。

★適正ろう付温度：継手の入り口へろう棒を当てて溶かしたときに、ろうがすきまに吸い込まれていくのを確認し、その温度（銅管及び継手の色に注意）を維持しながら進行する。
④

フィレットの形成作業は、ろうのなじみ具合と流れに注意しながら、大きなフィレットを形成させるようにする（図4.45参照）。

─ 154 ─

第４章

ຍ⇕㐺ṇ

ᗘ䛸䜝䛖⁐⼥

ᗘ

㻢㻜㻜
㖡Ⰽ

㯮

㐺ṇ

㻢㻡㻜

㻣㻜㻜

㯮㉥

㻣㻡㻜

㻤㻜㻜

㉥㯮

䝢䞁䜽

㻣㻢㻜

ᗘ
㻢㻜㻜

ண⇕

ろう付実習作業

㻤㻡㻜

㉥

㻤㻡㻜

㻣㻢㻜

ຍ⇕䠃ᾐ㏱
㻢㻤㻜

䝣䜱䝺䝑䝖ᙧᡂ

㻝㻜㻜㻜 㻝㻜㻤㻟 䉝
ᰠ

⁐䛡

䠘ゎㄝ䠚
䜝䛖䛾ᾐ㏱䛜Ⰻዲ䛻䛺䜛ᗘ䛿㻣㻢㻜䉝䛛䜙䛷䚸㧗䛟䛺䜛䜋䛹䜘䛔䚹୍᪉䝤䝻䞊䝩䞊䝹䜔䝢䞁䝩䞊䝹䛿㻤㻡㻜䉝௜
㏆䜎䛷ከⓎ䛫䛪ẕᮦ⤖ᬗ⢏䛾⢒኱໬䜒ၥ㢟䛺䛔䚹

ᾐ㏱ᛶྥୖ⤖ᬗ⢏⢒኱໬ၥ㢟䛺䛧

㻢㻡㻜

㻥㻜㻜

㻤㻡㻜
㻣㻤㻜

䜝䛖⁐⼥ ᗘ䠄䜚䜣㖡䜝䛖䠅


ᅛ

ᾮ





ᅛ

ᾮ

ᅛ┦⥺ ᗘ䛜ప䛔䊻䝣䜱䝺䝑䝖䜢☜ᐇ䛻ᙧᡂ䛷䛝䜛㻮㻯㼡㻼㻙㻟䚸㻢㻪㻞䚹≉䛻㻮㻯㼡㻼㻙㻟䛿ᅛ䛸ᾮ䛾ᕪ䛜኱䛝䛔䛾䛷
ᾐ㏱䛸䝣䜱䝺䝑䝖䛹䛱䜙䛻䜒䜘
䛔䚹

‫ۻ‬





ᅛ

ᾮ

䖩

%&X3䠘ゎㄝ䠚ᾮ┦⥺ ᗘ䛜ప䛔䊻ὶືᛶ䛜䜘䛔 㻮㻯㼡㻼㻙㻞䚸㻢㻪㻟䚹

‫ۻ‬

‫ۻ‬

%&X3

5.5



‫ۻ‬

%&X3

䖩

外観試験と補修ろう付①

ろう付終了後、全周にわたって欠陥がないことを確認する。

②

万一、欠陥が見つかったときは、適正ろう付温度に昇温し、ろうを追い差しして完全に補修しておく。

図4.44

良い加熱と悪い加熱

図4.45

─ 155 ─良好なフィレット

第４章③

ろう付実習作業

万一、銅管に穴が開いたとき。
・空気熱交換器の銅管肉厚は薄いので加熱するときは溶けて穴が開かないように注意が必要である。
・穴が開いた場合は穴の大きさに合わせた銅片を当て、ろうで補修する。そのときに、溶けたろうが銅管の内に流れて入り、詰まらせないように注意して補修する。

5.6

自動弁類ろう付時の注意

冷凍装置に用いる自動弁内にはろう付加熱によって機能部品に支障を生じるものがあり特にテフロン等樹脂系が用いられている場合が多く、図4.46の如く弁本体の非加熱部分に水ヌレ布等を周き付けて過熱しないように保護する。

5.7

図 4.46直角継手

通常銅管の分岐はチーズ継手を使って行うが（写真4.8）、ＴメーキングＴドリルを使い（写真4.10）、銅管に穴をあけると同時にフレヤを作りそこに銅管を継ぎ合わせてろう付して分岐させる方法（写真4.9）。
写真のようにチーズでは３カ所のろう付が必要であるが、この工法では１カ所で済むので工期が短縮され、費用も抑えることが出来る。しかし、重ねしろが少なく、強度的にはチーズ継手より弱いので振動等が無い場所など考慮して使用することが肝要である。

写真4.8

写真4.9

写真4.10─ 156 ─

資

1.

料

編

銅管サイズ別ろう付ノウハウ

1-1 〜 1-4 .........................................................................................................................................................158

2.

事故事例

1）アセチレン溶接器事故事例 ......................................................................................................1682）酸素容器（ボンベ）関連の事故事例.................................................................................1693）その他の事故事例 ............................................................................................................................1703.

冷媒漏えい箇所集計 ...........................................................................................................1714.

CO2冷媒を使用した機器に関する基礎知識 .......................................1725.

ろう付切断面評価 ..................................................................................................................199

資

料

編

─ 157 ─

資料編

1.

銅管サイズ別ろう付ノウハウୗ 㸺PP㸼㖄┤㓄⟶㸫㹒⥅ᡭ ձ ୗഃ㸸ୖྥࡁ㸦㸯㸧䝖䞊䝏䠄㻶㻵㻿䠅
ⅆཱྀ
␒ྕ
䛸
ᅽຊ
ㄪᩚ

㻝㻠㻜䡚㻞㻜㻜

䜝䛖Წ䠄㻶㻵㻿グྕ㽢ᚄ䠅
䜺䝇ㄪ⠇
ჾ䛾ᅽຊ

㻜㻚㻞

䡭䡺䡽䢖䢙㻔㻹㻼㼍㻕

㻜㻚㻜㻞

㑏ඖ⅖
䛾ሙྜ

ⅆཱྀ䛾
ゅᗘ

⅖䛾≺䛔఩⨨䠷 ᗘ䠹ⓑⰺඛ➃䛛䜙㻞䡚㻠䉭䠷⣙㻟㻞㻜㻜䉝䠹

Ⅳ໬⅖䛾㛗䛥䠄䉭䠅⣙㻡㻜 㼙㼙

⅖䛾≺䛔఩⨨䠷 ᗘ䠹Ⅳ໬⅖ඛ➃䛛䜙㻝䡚㻞㼙㼙䠷⣙㻟㻞㻜㻜䉝䠹

┤ゅ

ᑐ෇࿘

䝖䞊䝏䛾
ື䛝

㐺ṇ

㐺ṇ

䝇䝍䞊䝖
఩⨨

ᕥྑ㻞᪉ྥ䛷䚸ᕪ䛧䜝䛖㛤ጞ఩⨨䛾཯ᑐഃ䛛䜙㛤ጞ㍈䞉෇࿘᪉ྥ෇࿘᪉ྥ䛻⛣ືᗘ䠹㯮㉥Ⰽ䠷㻢㻜㻜䡚㻢㻡㻜䉝䠹ᗘ䛾ぢศ䛡᪉

┤ゅ

⅖୰ᚰ䜢ᑡ䛧䛪䜙䛧䛶Ⰽ䜢☜ㄆ⣙㻟㻞㻜㻜䉝㽢ⓑⰺᆒ୍䛻᪼ 䛩䜛䜘䛖ᖖ䛻ື䛛䛧⥆䛡୍Ⅼ䛻Ṇ䜑䛺䛔䝇䝍䞊䝖఩⨨ᕥྑ㻞᪉ྥ䛷䚸ᕪ䛧䜝䛖㛤ጞ఩⨨䛾཯ᑐഃ䛛䜙㛤ጞ㍈䞉෇࿘᪉ྥ෇࿘᪉ྥ䛾ື䛝䜢㐜䛟䛧䛶᪼ 䛩䜛ᗘ䠹ᆒ୍䛻᪼ 䛩䜛䜘䛖ᖖ䛻ື䛛䛧⥆䛡୍Ⅼ䛻Ṇ䜑䛺䛔

䉭㻩㻌㻡䡚㻝㻜㼙㼙㻞䉭䡚㻟䉭ண⇕⠊ᅖ䛾୰ኸ㒊ᗘ䛾ぢศ䛡᪉

䝖䞊䝏䛾
ື䛝

ᇶᮏ䛾
⪃䛘᪉

ⅆཱྀ

ᇶᮏ䛾
⪃䛘᪉

ẕᮦ⾲㠃䛾Ⰽ䠷┤ゅண⇕⠊ᅖ䛾୰ኸ㒊ẕᮦ⾲㠃䛾Ⰽ䠷⥅ᡭṆ䜑㒊䡚⥅ᡭ➃㒊䛛䜙㻝㻛㻞㻰

⅖䛾≺䛔఩⨨

ຍ⇕ண⇕㻡䡚㻢㻌㼙㼙

ᑐ⟶㍈

┤ゅ

ᑐ෇࿘

⅖䛾≺䛔఩⨨ⓑⰺ䛾㛗䛥䠄䉭䠅

ຍ⇕⠊ᅖ䠄㍈᪉ྥ䠅⥅ᡭṆ䜑㒊䡚⥅ᡭ➃㒊䛛䜙㻝㻛㻞㻰

ᑐ⟶㍈

ⅆཱྀ䛾
ゅᗘ

㻮㻯㼡㻼㻙㻞㽢㻝㻚㻢㻌㼙㼙㓟⣲㻔㻹㻼㼍㻕

୰ᛶ⅖
䛾ሙྜ
⅖䛾
ㄪᩚ

ண⇕⠊ᅖ䠄㍈᪉ྥ䠅㻮㻻ྕⅆཱྀ␒ྕ䠄㻶㻵㻿䠅⣙㻟㻡㻜㻜䉝

እ⅖

୰ᛶ⅖

㻝䡚㻞㼙㼙

⣙㻡㻜㼙㼙

ⅆཱྀ

⣙㻟㻞㻜㻜䉝

㽢㉥㯮Ⰽ䠷㻣㻢㻜䡚㻤㻡㻜䉝䠹⣙㻟㻡㻜㻜䉝ⓑⰺ㝽㛫䛾ධ䜚ཱྀ䛷䜝䛖䜢ᑡ䛧⁐䛛䛧䛯᫬䛻྾䛔㎸䜎䜜䜛

㑏ඖ⅖

እ⅖

㑏ඖ⅖

⅖䛾≺䛔఩⨨

ୗ 㸺PP㸼㖄┤㓄⟶㸫㹒⥅ᡭ ձ ୗഃ㸸ୖྥࡁ㸦㸰㸧
ⅆཱྀ䛾
ゅᗘ

ᑐ⟶㍈

┤ゅ

ᑐ෇࿘

┤ゅ

⅖䛾≺䛔఩⨨

ᾐ
㏱
స
ᴗ

䝖䞊䝏䛾
ື䛝

ண⇕⠊ᅖ䛾୰ኸ㒊ᖖ䛻ື䛛䛧⥆䛡୍Ⅼ䛻Ṇ䜑䛺䛔䜝䛖䛾⛣ື䜢㏣䛔䛛䛡䛶ྠ᪉ྥ䛻㐍⾜

䝇䝍䞊䝖
఩⨨

ᡭ๓ഃ䛛䜙㛤ጞ㍈䞉෇࿘᪉ྥ෇࿘᪉ྥ䛷ᕥྑ䛻ື䛛䛩ᗘ䠹䜝䛖䛾ື䛛䛧᪉㉥㯮Ⰽ䠷㻣㻢㻜䡚㻤㻡㻜䉝䠹㻞䡚㻟ศ๭䛧ᕳ䛝䛴䛡䜛䜘䛖䛻⛣ືᑐ⟶㍈┤ゅ᪉ྥ䛛䜙㻡䡚㻞㻜㼻ഴ䛡䜛ᑐ෇࿘┤ゅ᪉ྥ䛛䜙㻡䡚㻞㻜㼻ഴ䛡䜛

䝣
䜱
䝺
䝑
䝖
ᙧ
ᡂ
స
ᴗ

䝖䞊䝏䛾
ື䛝

ᑐ෇࿘

┤ゅ
┤ゅ
䜝䛖䛾ඛ➃

ᇶᮏ䛾⪃
䛘᪉

䐟⅖䜢㐲䛦䛡䜛
䐠䜝䛖䜢ᙜ䛶䜛
䐡䜝䛖䛜⁐䛡ጞ䜑䛶䛹䜝䛳䛸䛺䜛㊥㞳䜢ಖ䛳䛶䚸䜝䛖䛸⅖䜢ྠ᫬䛻ື䛛䛩

䝇䝍䞊䝖఩
⨨

ᡭ๓ഃ䛛䜙㛤ጞ㍈䞉෇࿘᪉ྥ䜝䛖䛾ඛ➃䛸䛾㊥㞳䜢ಖ䛳䛶෇࿘᪉ྥ䛻ື䛛䛩ẕᮦ⾲㠃䛾Ⰽ䠷ᗘ䠹䜝䛖䛾ື䛛䛧᪉䜝䛖䛾
ゅᗘ䜝䛖䛾ື䛛䛧᪉ᑐ⟶㍈

⅖䛾≺䛔఩⨨ᇶᮏ䛾⪃䛘᪉ẕᮦ⾲㠃䛾Ⰽ䠷

䜝䛖䛾
ゅᗘ

ⅆཱྀ䛾
ゅᗘ

㯮㉥Ⰽ䠷㻢㻤㻜䡚㻣㻤㻜䉝䠹㻞䡚㻟ศ๭䛧ᕳ䛝䛴䛡䜛䜘䛖䛻⛣ືᑐ⟶㍈┤ゅ᪉ྥ䛛䜙㻡䡚㻞㻜㼻ഴ䛡䜛ᑐ෇࿘┤ゅ᪉ྥ䛛䜙㻡䡚㻞㻜㼻ഴ䛡䜛

඲࿘3ศ๭䛾஦౛䖃䠖ᕪ䛧䜝䛖䛾㛤ጞ఩⨨㻼䠖䜝䛖䛾ᾐ㏱సᴗ䛾㡰ᗎ䠢䠖䝣䜱䝺䝑䝖ᙧᡂసᴗ䛾㡰ᗎ

䜝䛖䛾ゅᗘ

─ 158 ─

資料編

Ỉ 㸺PP㸼㖄┤㓄⟶㸫㹒⥅ᡭ ղ Ỉᖹ㸸ᶓྥࡁ㸦㸯㸧ண⇕⠊ᅖ䠄㍈᪉ྥ䠅
ⅆཱྀ䛾
ゅᗘ

┤ゅ

ᑐ෇࿘

┤ゅ

⅖䛾≺䛔఩⨨

ண
⇕

䝖䞊䝏䛾
ື䛝

ຍ⇕⠊ᅖ䠄㍈᪉ྥ䠅ண⇕⠊ᅖ䛾୰ኸ㒊ᆒ୍䛻᪼ 䛩䜛䜘䛖ᖖ䛻ື䛛䛧⥆䛡୍Ⅼ䛻Ṇ䜑䛺䛔
㖡⟶䛾 ᗘ䜢୺య䛻ண⇕

䝇䝍䞊䝖
఩⨨

ୖୗ㻞᪉ྥ䛷䚸ୖഃ䠄ᕪ䛧䜝䛖㛤ጞ఩⨨䛾཯ᑐഃ䠅䛛䜙㛤ጞ

㍈䞉෇࿘
᪉ྥ

෇࿘᪉ྥ䛻⛣ືᗘ䠹ᗘ䛾ぢศ䛡᪉

⥅ᡭṆ䜑㒊䡚⥅ᡭ➃㒊䛛䜙㻝㻛㻞㻰

ᑐ⟶㍈

ⅆཱྀ䛾
ゅᗘ

ᇶᮏ䛾
⪃䛘᪉

ẕᮦ⾲㠃䛾Ⰽ䠷㐺ṇ⥅ᡭṆ䜑㒊䡚⥅ᡭ➃㒊䛛䜙㻝㻛㻞㻰

ᑐ⟶㍈

┤ゅ

ᑐ෇࿘

┤ゅ

⅖䛾≺䛔఩⨨

ຍ
⇕

䝖䞊䝏䛾
ື䛝

ண⇕⠊ᅖ䛾୰ኸ㒊ᇶᮏ䛾⪃䛘᪉ᆒ୍䛻᪼ 䛩䜛䜘䛖ᖖ䛻ື䛛䛧⥆䛡୍Ⅼ䛻Ṇ䜑䛺䛔䝇䝍䞊䝖఩⨨ୖୗ㻞᪉ྥ䛷䚸ୖഃ䠄ᕪ䛧䜝䛖㛤ጞ఩⨨䛾཯ᑐഃ䠅䛛䜙㛤ጞ

㍈䞉෇࿘
᪉ྥ

෇࿘᪉ྥ䛾ື䛝䜢㐜䛟䛧䛶᪼ 䛩䜛ẕᮦ⾲㠃䛾Ⰽ䠷ᗘ䠹㯮㉥Ⰽ䠷㻢㻜㻜䡚㻢㻡㻜䉝䠹㐺ṇ

⅖୰ᚰ䜢ᑡ䛧䛪䜙䛧䛶Ⰽ䜢☜ㄆᗘ䛾ぢศ䛡᪉

㉥㯮Ⰽ䠷㻣㻢㻜䡚㻤㻡㻜䉝䠹㝽㛫䛾ධ䜚ཱྀ䛷䜝䛖䜢ᑡ䛧⁐䛛䛧䛯᫬䛻྾䛔㎸䜎䜜䜛

⅖䛾≺䛔఩⨨

Ỉ 㸺PP㸼㖄┤㓄⟶㸫㹒⥅ᡭ ղ Ỉᖹ㸸ᶓྥࡁ㸦㸰㸧
ⅆཱྀ䛾
ゅᗘ

ᑐ⟶㍈

┤ゅ

ᑐ෇࿘

┤ゅ

⅖䛾≺䛔఩⨨ⅆཱྀ䛾ゅᗘண⇕⠊ᅖ䛾୰ኸ㒊ᇶᮏ䛾⪃ ᖖ䛻ື䛛䛧⥆䛡୍Ⅼ䛻Ṇ䜑䛺䛔䛘᪉䜝䛖䛾⛣ື䜢㏣䛔䛛䛡䛶ྠ᪉ྥ䛻㐍⾜
ᾐ
㏱
స
ᴗ

䝖䞊䝏䛾
ື䛝

䝇䝍䞊䝖
఩⨨

ᕥྑ㻞ศ๭䛧䚸䛔䛪䜜䜒┿ୗ䠄㻢᫬䠅䛾఩⨨䛛䜙㛤ጞ

㍈䞉෇࿘᪉ྥ෇࿘᪉ྥ䛷ᕥྑ䛻ື䛛䛩ẕᮦ⾲㠃䛾Ⰽ䠷ᗘ䠹䜝䛖䛾ື䛛䛧᪉䜝䛖䛾ゅᗘ㉥㯮Ⰽ䠷㻣㻢㻜䡚㻤㻡㻜䉝䠹ᕥྑ㻞ศ๭䛧䛶෇࿘䜢ᕳ䛝䛴䛡䜛䜘䛖
䛻⛣ື

ᑐ⟶㍈

┤ゅ᪉ྥ䛛䜙㻡䡚㻞㻜㼻ഴ䛡䜛ᑐ෇࿘┤ゅ᪉ྥ䛛䜙㻡䡚㻞㻜㼻ഴ䛡䜛

ᑐ⟶㍈
ᑐ෇࿘

⅖䛾≺䛔఩⨨

䝣
䜱
䝺
䝑
䝖
ᙧ
ᡂ
స
ᴗ

䝖䞊䝏䛾
ື䛝

┤ゅ
䜝䛖䛾ඛ➃

ᇶᮏ䛾⪃
䛘᪉

䐟⅖䜢㐲䛦䛡䜛
䐠䜝䛖䜢ᙜ䛶䜛
䐡䜝䛖䛜⁐䛡ጞ䜑䛶䛹䜝䛳䛸䛺䜛㊥㞳䜢ಖ䛳䛶䚸䜝䛖䛸⅖䜢ྠ᫬䛻ື䛛䛩

䝇䝍䞊䝖఩
⨨

ᕥྑ㻞ศ๭䛧䚸䛔䛪䜜䜒┿ୖ䠄㻝㻞᫬䠅䛾఩⨨䛛䜙㛤ጞ㍈䞉෇࿘᪉ྥ䜝䛖䛾ඛ➃䛸䛾㊥㞳䜢ಖ䛳䛶෇࿘᪉ྥ䛻ື䛛䛩ẕᮦ⾲㠃䛾Ⰽ䠷ᗘ䠹䜝䛖䛾ື䛛䛧᪉䜝䛖䛾ゅᗘ┤ゅ㯮㉥Ⰽ䠷㻢㻤㻜䡚㻣㻤㻜䉝䠹ᕥྑ㻞ศ๭䛧䛶෇࿘䜢ᕳ䛝䛴䛡䜛䜘䛖
䛻⛣ື

ᑐ⟶㍈

┤ゅ᪉ྥ䛛䜙㻡䡚㻞㻜㼻ഴ䛡䜛ᑐ෇࿘┤ゅ᪉ྥ䛛䜙㻡䡚㻞㻜㼻ഴ䛡䜛

ࢁ
࠺
ᕥྑ㻞ศ๭
䖃䠖ᕪ䛧䜝䛖䛾㛤ጞ఩⨨㻼䠖䜝䛖䛾ᾐ㏱సᴗ䛾㡰ᗎ䠢䠖䝣䜱䝺䝑䝖ᙧᡂసᴗ䛾㡰ᗎ䜝䛖䛾ື䛛䛧᪉䜝䛖䛾ゅᗘ─ 159 ─

資料編

ୖ 㸺PP㸼㖄┤㓄⟶㸫㹒⥅ᡭ ճ ୖഃ㸸ୗྥࡁ㸦㸯㸧ண⇕⠊ᅖ䠄㍈᪉ྥ䠅ⅆཱྀ䛾ゅᗘ⥅ᡭṆ䜑㒊䡚⥅ᡭ➃㒊䛛䜙㻝㻛㻞㻰

ᑐ⟶㍈

┤ゅ

ᑐ෇࿘

┤ゅ

⅖䛾≺䛔఩⨨

ண
⇕

䝖䞊䝏䛾
ື䛝

㐺ṇ

ண⇕⠊ᅖ䛾୰ኸ㒊䝇䝍䞊䝖఩⨨ᕥྑ㻞᪉ྥ䛷䚸ᕪ䛧䜝䛖㛤ጞ఩⨨䛾཯ᑐഃ䛛䜙㛤ጞ㍈䞉෇࿘᪉ྥ෇࿘᪉ྥ䛻⛣ື

ຍ
⇕

┤ゅ

䝖䞊䝏䛾
ື䛝

ண⇕⠊ᅖ䛾୰ኸ㒊ᇶᮏ䛾⪃䛘᪉ᆒ୍䛻᪼ 䛩䜛䜘䛖ᖖ䛻ື䛛䛧⥆䛡୍Ⅼ䛻Ṇ䜑䛺䛔䝇䝍䞊䝖఩⨨ᕥྑ㻞᪉ྥ䛷䚸ᕪ䛧䜝䛖㛤ጞ఩⨨䛾཯ᑐഃ䛛䜙㛤ጞ㍈䞉෇࿘᪉ྥ෇࿘᪉ྥ䛾ື䛝䜢㐜䛟䛧䛶᪼ 䛩䜛ẕᮦ⾲㠃䛾Ⰽ䠷ᗘ䛾ぢศ䛡᪉

┤ゅᑐ෇࿘⅖䛾≺䛔఩⨨

ᆒ୍䛻᪼ 䛩䜛䜘䛖ᖖ䛻ື䛛䛧⥆䛡୍Ⅼ䛻Ṇ䜑䛺䛔
㖡⟶䛾 ᗘ䜢୺య䛻ண⇕ᗘ䠹⥅ᡭṆ䜑㒊䡚⥅ᡭ➃㒊䛛䜙㻝㻛㻞㻰

ᑐ⟶㍈

ⅆཱྀ䛾
ゅᗘ

ᇶᮏ䛾
⪃䛘᪉

ẕᮦ⾲㠃䛾Ⰽ䠷ຍ⇕⠊ᅖ䠄㍈᪉ྥ䠅ᗘ䠹㯮㉥Ⰽ䠷㻢㻜㻜䡚㻢㻡㻜䉝䠹㐺ṇ

⅖୰ᚰ䜢ᑡ䛧䛪䜙䛧䛶Ⰽ䜢☜ㄆᗘ䛾ぢศ䛡᪉

㉥㯮Ⰽ䠷㻣㻢㻜䡚㻤㻡㻜䉝䠹㝽㛫䛾ධ䜚ཱྀ䛷䜝䛖䜢ᑡ䛧⁐䛛䛧䛯᫬䛻྾䛔㎸䜎䜜䜛

ୖ 㸺PP㸼㖄┤㓄⟶㸫㹒⥅ᡭ ճ ୖഃ㸸ୗྥࡁ㸦㸰㸧
ⅆཱྀ䛾
ゅᗘ

ᑐ⟶㍈

┤ゅ

ᑐ෇࿘

┤ゅ

⅖䛾≺䛔఩⨨

ⅆཱྀ䛾
ゅᗘ

䝖䞊䝏䛾
ື䛝

ண⇕⠊ᅖ䛾୰ኸ㒊䝇䝍䞊䝖఩⨨ᡭ๓ഃ䛛䜙㛤ጞ㍈䞉෇࿘᪉ྥ෇࿘᪉ྥ䛷ᕥྑ䛻ື䛛䛩ẕᮦ⾲㠃䛾Ⰽ䠷ᗘ䠹䜝䛖䛾ື䛛䛧᪉䜝䛖䛾ゅᗘ㉥㯮Ⰽ䠷㻣㻢㻜䡚㻤㻡㻜䉝䠹㻞䡚㻟ศ๭䛧ᕳ䛝䛴䛡䜛䜘䛖䛻⛣ືᑐ⟶㍈┤ゅ᪉ྥ䛛䜙㻡䡚㻞㻜㼻ഴ䛡䜛ᑐ෇࿘┤ゅ᪉ྥ䛛䜙㻡䡚㻞㻜㼻ഴ䛡䜛

㹼ε

⟶
㐍⾜

ࢁ
䜝䛖
࠺
⥅ᡭ

ⅆཱྀ

⟶
䜝䛖䛾ື䛛䛧᪉

䝣
䜱
䝺
䝑
䝖
ᙧ
ᡂ
స
ᴗ

䝖䞊䝏䛾
ື䛝

䜝䛖䛾ゅᗘ

─ 160 ─

┤ゅ
┤ゅ
䜝䛖䛾ඛ➃

ᇶᮏ䛾⪃
䛘᪉

䐟⅖䜢㐲䛦䛡䜛
䐠䜝䛖䜢ᙜ䛶䜛
䐡䜝䛖䛜⁐䛡ጞ䜑䛶䛹䜝䛳䛸䛺䜛㊥㞳䜢ಖ䛳䛶䚸䜝䛖䛸⅖䜢ྠ᫬䛻ື䛛䛩

䝇䝍䞊䝖఩
⨨

ᡭ๓ഃ䛛䜙㛤ጞ㍈䞉෇࿘᪉ྥ䜝䛖䛾ඛ➃䛸䛾㊥㞳䜢ಖ䛳䛶෇࿘᪉ྥ䛻ື䛛䛩ẕᮦ⾲㠃䛾Ⰽ䠷ᗘ䠹䜝䛖䛾ື䛛䛧᪉
䜝䛖䛾
ゅᗘ

ୖ

ε

ᑐ෇࿘

⅖䛾≺䛔఩⨨

ᇶᮏ䛾⪃ ᖖ䛻ື䛛䛧⥆䛡୍Ⅼ䛻Ṇ䜑䛺䛔䛘᪉䜝䛖䛾⛣ື䜢㏣䛔䛛䛡䛶ྠ᪉ྥ䛻㐍⾜
ᾐ
㏱
స
ᴗ

ᑐ⟶㍈

㯮㉥Ⰽ䠷㻢㻤㻜䡚㻣㻤㻜䉝䠹㻞䡚㻟ศ๭䛧ᕳ䛝䛴䛡䜛䜘䛖䛻⛣ືᑐ⟶㍈┤ゅ᪉ྥ䛛䜙㻡䡚㻞㻜㼻ഴ䛡䜛ᑐ෇࿘┤ゅ᪉ྥ䛛䜙㻡䡚㻞㻜㼻ഴ䛡䜛

資料編ୗ 㸺PP㸼㖄┤㓄⟶㸫㹒⥅ᡭ ձ ୗഃ㸸ୖྥࡁ㸦㸯㸧䝖䞊䝏䠄㻶㻵㻿䠅
ⅆཱྀ
␒ྕ
䛸
ᅽຊ
ㄪᩚ

㻞㻜㻜䡚㻞㻡㻜

䜝䛖Წ䠄㻶㻵㻿グྕ㽢ᚄ䠅
䜺䝇ㄪ⠇
ჾ䛾ᅽຊ

㻜㻚㻞䡚㻜㻚㻟

䡭䡺䡽䢖䢙㻔㻹㻼㼍㻕㻜㻚㻜㻞䡚㻜㻚㻜㻟ⓑⰺ䛾㛗䛥䠄䉭䠅

㻤㻌㼙㼙௨ୖ

⅖䛾≺䛔఩⨨䠷 ᗘ䠹ⓑⰺඛ➃䛛䜙㻞䡚㻟䉭䠷⣙㻟㻞㻜㻜䉝䠹

㑏ඖ⅖
䛾ሙྜ

Ⅳ໬⅖䛾㛗䛥䠄䉭䠅⣙㻡㻜 㼙㼙

⅖䛾≺䛔఩⨨䠷 ᗘ䠹Ⅳ໬⅖ඛ➃䛛䜙㻝䡚㻞㼙㼙䠷⣙㻟㻞㻜㻜䉝䠹

ண
⇕

ᑐ⟶㍈

ⅆཱྀ䛾
ゅᗘ

ᑐ෇࿘

⅖䛾≺䛔఩⨨

ຍ
⇕

䝖䞊䝏䛾
ື䛝

䝖䞊䝏䛾
ື䛝

㐺ṇ

┤ゅ
ண⇕⠊ᅖ䜢䝆䜾䝄䜾䛻㐍⾜

ᇶᮏ䛾
⪃䛘᪉

ᆒ୍䛻᪼ 䛩䜛䜘䛖ᖖ䛻ື䛛䛧⥆䛡୍Ⅼ䛻Ṇ䜑䛺䛔
㖡⟶䛾 ᗘ䜢⥅䛞ᡭ䜘䜚㧗䜑䛻

䝇䝍䞊䝖
఩⨨

ᕪ䛧䜝䛖㛤ጞ఩⨨䛛䜙㛤ጞ㍈䞉෇࿘᪉ྥẕᮦ⾲㠃䛾Ⰽ䠷෇࿘᪉ྥ䛻䝆䜾䝄䜾䛻୍࿘⛣ືᗘ䠹ᗘ䛾ぢศ䛡᪉

㯮㉥Ⰽ䠷㻢㻜㻜䡚㻢㻡㻜䉝䠹
⅖୰ᚰ䜢ᑡ䛧䛪䜙䛧䛶Ⰽ䜢☜ㄆ⥅ᡭṆ䜑㒊䡚⥅ᡭ➃㒊䛛䜙㻝㻛㻞䡚㻝㻛㻟㻰┤ゅ┤ゅຍ⇕⠊ᅖ䜢䝆䜾䝄䜾䛻㐍⾜

ᇶᮏ䛾
⪃䛘᪉

ᆒ୍䛻᪼ 䛩䜛䜘䛖ᖖ䛻ື䛛䛧⥆䛡୍Ⅼ䛻Ṇ䜑䛺䛔
⥅䛞ᡭ䜢㔜Ⅼⓗ䛻ຍ⇕

䝇䝍䞊䝖
఩⨨

ᕪ䛧䜝䛖㛤ጞ఩⨨䛛䜙㛤ጞ

㍈䞉෇࿘
᪉ྥ

෇࿘᪉ྥ䛾ື䛝䜢䜔䜔㐜䛟䛧䛶䝆䜾䝄䜾䛻⛣ື䛧䛶᪼ 䛩䜛ẕᮦ⾲㠃䛾Ⰽ䠷┤ゅᑐ෇࿘⅖䛾≺䛔఩⨨

㐺ṇຍ⇕⠊ᅖ䠄㍈᪉ྥ䠅⥅ᡭṆ䜑㒊䡚⥅ᡭ➃㒊䛛䜙㻝㻛㻞䡚㻝㻛㻟㻰

ᑐ⟶㍈

ⅆཱྀ䛾
ゅᗘ

㻮㻯㼡㻼㻙㻞㽢㻞㻚㻠㻌㼙㼙㓟⣲㻔㻹㻼㼍㻕

୰ᛶ⅖
䛾ሙྜ
⅖䛾
ㄪᩚ

ண⇕⠊ᅖ䠄㍈᪉ྥ䠅㻮㻻ྕⅆཱྀ␒ྕ䠄㻶㻵㻿䠅ᗘ䠹ᗘ䛾ぢศ䛡᪉

㉥㯮Ⰽ䠷㻣㻢㻜䡚㻤㻡㻜䉝䠹㝽㛫䛾ධ䜚ཱྀ䛷䜝䛖䜢ᑡ䛧⁐䛛䛧䛯᫬䛻྾䛔㎸䜎䜜䜛

⅖䛾≺䛔఩⨨

ୗ 㸺PP㸼㖄┤㓄⟶㸫㹒⥅ᡭ ձ ୗഃ㸸ୖྥࡁ㸦㸰㸧
ⅆཱྀ䛾
ゅᗘ

ᑐ⟶㍈

┤ゅ

ᑐ෇࿘

┤ゅ

⅖䛾≺䛔఩⨨

䝖䞊䝏䛾
ື䛝

䝇䝍䞊䝖
఩⨨

ᡭ๓ഃ䛛䜙㛤ጞ㍈䞉෇࿘᪉ྥ⥅ᡭ➃㒊䡚⥅ᡭṆ䜑㒊䜢䝆䜾䝄䜾䛻⛣ືẕᮦ⾲㠃䛾Ⰽ䠷ᗘ䠹䜝䛖䛾ື䛛䛧᪉䜝䛖䛾ゅᗘ㉥㯮Ⰽ䠷㻣㻢㻜䡚㻤㻡㻜䉝䠹㻟䡚㻠ศ๭䛧ᕳ䛝䛴䛡䜛䜘䛖䛻⛣ືᑐ⟶㍈┤ゅ᪉ྥ䛛䜙㻡䡚㻞㻜㼻ഴ䛡䜛ᑐ෇࿘┤ゅ᪉ྥ䛛䜙㻡䡚㻞㻜㼻ഴ䛡䜛

ᑐ⟶㍈
ᑐ෇࿘

⅖䛾≺䛔఩⨨

ຍ⇕⠊ᅖ䜢䝆䜾䝄䜾䛻㐍⾜ᇶᮏ䛾⪃ ᖖ䛻ື䛛䛧⥆䛡୍Ⅼ䛻Ṇ䜑䛺䛔䛘᪉䜝䛖䛾⛣ື䜢㏣䛔䛛䛡䛶ྠ᪉ྥ䛻㐍⾜
ᾐ
㏱
స
ᴗ

ⅆཱྀ䛾
ゅᗘ

䝣
䜱
䝺
䝑
䝖
ᙧ
ᡂ
స
ᴗ

䝖䞊䝏䛾
ື䛝

┤ゅ
䜝䛖䛾ඛ➃

ᇶᮏ䛾⪃
䛘᪉

䐟⅖䜢㐲䛦䛡䜛
䐠䜝䛖䜢ᙜ䛶䜛
䐡䜝䛖䛜⁐䛡ጞ䜑䛶䛹䜝䛳䛸䛺䜛㊥㞳䜢ಖ䛳䛶䚸䜝䛖䛸⅖䜢ྠ᫬䛻ື䛛䛩

䝇䝍䞊䝖఩
⨨

ᡭ๓ഃ䛛䜙㛤ጞ㍈䞉෇࿘᪉ྥ䜝䛖䛾ඛ➃䛸䛾㊥㞳䜢ಖ䛳䛶෇࿘᪉ྥ䛻ື䛛䛩ẕᮦ⾲㠃䛾Ⰽ䠷ᗘ䠹䜝䛖䛾ື䛛䛧᪉䜝䛖䛾ゅᗘ┤ゅ㯮㉥Ⰽ䠷㻢㻤㻜䡚㻣㻤㻜䉝䠹㻟䡚㻠ศ๭䛧ᕳ䛝䛴䛡䜛䜘䛖䛻⛣ືᑐ⟶㍈┤ゅ᪉ྥ䛛䜙㻡䡚㻞㻜㼻ഴ䛡䜛ᑐ෇࿘┤ゅ᪉ྥ䛛䜙㻡䡚㻞㻜㼻ഴ䛡䜛඲࿘㻠ศ๭䛾஦౛䖃䠖ᕪ䛧䜝䛖䛾㛤ጞ఩⨨㻼䠖䜝䛖䛾ᾐ㏱సᴗ䛾㡰ᗎ䠢䠖䝣䜱䝺䝑䝖ᙧᡂసᴗ䛾㡰ᗎ䜝䛖䛾ື䛛䛧᪉ୗ䜝䛖䛾ゅᗘ─ 161 ─

資料編

Ỉ 㸺PP㸼㖄┤㓄⟶㸫㹒⥅ᡭ ղ Ỉᖹ㸸ᶓྥࡁ㸦㸯㸧ண⇕⠊ᅖ䠄㍈᪉ྥ䠅ⅆཱྀ䛾ゅᗘ⥅ᡭṆ䜑㒊䡚⥅ᡭ➃㒊䛛䜙㻝㻛㻞䡚㻝㻛㻟㻰

ᑐ⟶㍈

┤ゅ

ᑐ෇࿘

┤ゅ

⅖䛾≺䛔఩⨨

ண
⇕

䝖䞊䝏䛾
ື䛝

⅖䛾≺䛔఩⨨

ᆒ୍䛻᪼ 䛩䜛䜘䛖ᖖ䛻ື䛛䛧⥆䛡୍Ⅼ䛻Ṇ䜑䛺䛔
㖡⟶䛾 ᗘ䜢⥅䛞ᡭ䜘䜚㧗䜑䛻

䝇䝍䞊䝖
఩⨨

ୖୗ㻞᪉ྥ䛷䚸ୖഃ䠄ᕪ䛧䜝䛖㛤ጞ఩⨨䛾཯ᑐഃ䠅䛛䜙㛤ጞ

㍈䞉෇࿘
᪉ྥ

෇࿘᪉ྥ䛻䝆䜾䝄䜾䛻୍࿘⛣ືᗘ䠹ᗘ䛾ぢศ䛡᪉

ຍ⇕㯮㉥Ⰽ䠷㻢㻜㻜䡚㻢㻡㻜䉝䠹

䝖䞊䝏䛾
ື䛝

㐺ṇ

┤ゅ
ຍ⇕⠊ᅖ䜢䝆䜾䝄䜾䛻㐍⾜

ᇶᮏ䛾
⪃䛘᪉

ᆒ୍䛻᪼ 䛩䜛䜘䛖ᖖ䛻ື䛛䛧⥆䛡୍Ⅼ䛻Ṇ䜑䛺䛔
⥅䛞ᡭ䜢㔜Ⅼⓗ䛻ຍ⇕

䝇䝍䞊䝖
఩⨨

ୖୗ㻞᪉ྥ䛷䚸ୖഃ䠄ᕪ䛧䜝䛖㛤ጞ఩⨨䛾཯ᑐഃ䠅䛛䜙㛤ጞ

㍈䞉෇࿘
᪉ྥ

෇࿘᪉ྥ䛾ື䛝䜢䜔䜔㐜䛟䛧䛶䝆䜾䝄䜾䛻⛣ື䛧䛶᪼ 䛩䜛ẕᮦ⾲㠃䛾Ⰽ䠷

⅖୰ᚰ䜢ᑡ䛧䛪䜙䛧䛶Ⰽ䜢☜ㄆ

┤ゅ

ᑐ෇࿘

ᗘ䠹

ᗘ䛾ぢศ䛡᪉

㉥㯮Ⰽ䠷㻣㻢㻜䡚㻤㻡㻜䉝䠹㝽㛫䛾ධ䜚ཱྀ䛷䜝䛖䜢ᑡ䛧⁐䛛䛧䛯᫬䛻྾䛔㎸䜎䜜䜛㻞䡚㻟䉭㐺ṇண⇕⠊ᅖ䜢䝆䜾䝄䜾䛻㐍⾜⥅ᡭṆ䜑㒊䡚⥅ᡭ➃㒊䛛䜙㻝㻛㻞䡚㻝㻛㻟㻰

ᑐ⟶㍈

ⅆཱྀ䛾
ゅᗘ

ᇶᮏ䛾
⪃䛘᪉

ẕᮦ⾲㠃䛾Ⰽ䠷ຍ⇕⠊ᅖ䠄㍈᪉ྥ䠅⅖䛾≺䛔఩⨨

Ỉ 㸺PP㸼㖄┤㓄⟶㸫㹒⥅ᡭ ղ Ỉᖹ㸸ᶓྥࡁ㸦㸰㸧
ⅆཱྀ䛾
ゅᗘ

ᑐ⟶㍈

┤ゅ

ᑐ෇࿘

┤ゅ

⅖䛾≺䛔఩⨨ⅆཱྀ䛾ゅᗘຍ⇕⠊ᅖ䜢䝆䜾䝄䜾䛻㐍⾜ᇶᮏ䛾⪃ ᖖ䛻ື䛛䛧⥆䛡୍Ⅼ䛻Ṇ䜑䛺䛔䛘᪉䜝䛖䛾⛣ື䜢㏣䛔䛛䛡䛶ྠ᪉ྥ䛻㐍⾜
ᾐ
㏱
స
ᴗ

䝖䞊䝏䛾
ື䛝

䝇䝍䞊䝖
఩⨨

ᕥྑ㻞ศ๭䛧䚸䛔䛪䜜䜒┿ୗ䠄㻢᫬䠅䛾఩⨨䛛䜙㛤ጞ

㍈䞉෇࿘᪉ྥ⥅ᡭ➃㒊䡚⥅ᡭṆ䜑㒊䜢䝆䜾䝄䜾䛻⛣ືẕᮦ⾲㠃䛾Ⰽ䠷ᗘ䠹䜝䛖䛾ື䛛䛧᪉䜝䛖䛾ゅᗘ㉥㯮Ⰽ䠷㻣㻢㻜䡚㻤㻡㻜䉝䠹෇࿘䜢ᕳ䛝䛴䛡䜛䜘䛖䛻⛣ືᑐ⟶㍈┤ゅ᪉ྥ䛛䜙㻡䡚㻞㻜㼻ഴ䛡䜛ᑐ෇࿘┤ゅ᪉ྥ䛛䜙㻡䡚㻞㻜㼻ഴ䛡䜛

┤ゅ

ᑐ෇࿘

┤ゅ

⅖䛾≺䛔఩⨨

䝣
䜱
䝺
䝑
䝖
ᙧ
ᡂ
స
ᴗ

䝖䞊䝏䛾
ື䛝

䜝䛖䛾ඛ➃

ᇶᮏ䛾⪃
䛘᪉

䐟⅖䜢㐲䛦䛡䜛
䐠䜝䛖䜢ᙜ䛶䜛
䐡䜝䛖䛜⁐䛡ጞ䜑䛶䛹䜝䛳䛸䛺䜛㊥㞳䜢ಖ䛳䛶䚸䜝䛖䛸⅖䜢ྠ᫬䛻ື䛛䛩

䝇䝍䞊䝖఩
⨨

ᕥྑ䛭䜜䛮䜜㻞ศ๭䛧䚸䛔䛪䜜䜒┿ୖ䠄㻝㻞᫬䠅䛾఩⨨䛛䜙㛤ጞ

㍈䞉෇࿘
᪉ྥ

䜝䛖䛾ඛ➃䛸䛾㊥㞳䜢ಖ䛳䛶෇࿘᪉ྥ䛻ື䛛䛩ẕᮦ⾲㠃䛾Ⰽ䠷ᗘ䠹䜝䛖䛾ື䛛䛧᪉䜝䛖䛾
ゅᗘ䜝䛖䛾ື䛛䛧᪉ᑐ⟶㍈㯮㉥Ⰽ䠷㻢㻤㻜䡚㻣㻤㻜䉝䠹⥅ᡭ⫗ཌ䜢୍㎶䛸䛩䜛஧➼㎶୕ゅᙧ䛾኱䛝䛺䝣䜱䝺䝑䝖䜢ᙧᡂ䛩䜛ᑐ⟶㍈┤ゅ᪉ྥ䛛䜙㻡䡚㻞㻜㼻ഴ䛡䜛ᑐ෇࿘┤ゅ᪉ྥ䛛䜙㻡䡚㻞㻜㼻ഴ䛡䜛ᕥྑ㻞ศ๭䖃䠖ᕪ䛧䜝䛖䛾㛤ጞ఩⨨㻼䠖䜝䛖䛾ᾐ㏱సᴗ䛾㡰ᗎ䠢䠖䝣䜱䝺䝑䝖ᙧᡂసᴗ䛾㡰ᗎ

䜝䛖䛾ゅᗘ─ 162 ─

資料編

ୖ 㸺PP㸼㖄┤㓄⟶㸫㹒⥅ᡭ ճ ୖഃ㸸ୗྥࡁ㸦㸯㸧ண⇕⠊ᅖ䠄㍈᪉ྥ䠅
ⅆཱྀ䛾
ゅᗘ

┤ゅ

ᑐ෇࿘

┤ゅ

⅖䛾≺䛔఩⨨

ண
⇕

䝖䞊䝏䛾
ື䛝

ຍ⇕⠊ᅖ䠄㍈᪉ྥ䠅⥅ᡭ䛾 ᗘ䛿䛛䛺䜚ୖ᪼䛧䛶䛔䜛䛾䛷㖡⟶䜢୺య䛻ᆒ୍䛻᪼㖡⟶䛾 ᗘ䜢⥅䛞ᡭ䜘䜚㧗䜑䛻

䝇䝍䞊䝖
఩⨨

ᕥྑ㻞᪉ྥ䛷䚸ᕪ䛧䜝䛖㛤ጞ఩⨨䛾཯ᑐഃ䛛䜙㛤ጞ㍈䞉෇࿘᪉ྥ෇࿘᪉ྥ䛻⛣ືᗘ䠹ᗘ䛾ぢศ䛡᪉

㯮㉥Ⰽ䠷㻢㻜㻜䡚㻢㻡㻜䉝䠹

䝖䞊䝏䛾
ື䛝

㐺ṇ

┤ゅ
ຍ⇕⠊ᅖ䜢䝆䜾䝄䜾䛻㐍⾜

ᇶᮏ䛾
⪃䛘᪉

ᆒ୍䛻᪼ 䛩䜛䜘䛖ᖖ䛻ື䛛䛧⥆䛡୍Ⅼ䛻Ṇ䜑䛺䛔
⥅䛞ᡭ䜢㔜Ⅼⓗ䛻ຍ⇕

䝇䝍䞊䝖
఩⨨

ᕥྑ㻞᪉ྥ䛷䚸ᕪ䛧䜝䛖㛤ጞ఩⨨䛾཯ᑐഃ䛛䜙㛤ጞ㍈䞉෇࿘᪉ྥ෇࿘᪉ྥ䛾ື䛝䜢㐜䛟䛧䛶᪼ 䛩䜛ẕᮦ⾲㠃䛾Ⰽ䠷

⅖୰ᚰ䜢ᑡ䛧䛪䜙䛧䛶Ⰽ䜢☜ㄆ

┤ゅ

ᑐ෇࿘

⅖䛾≺䛔఩⨨

ຍ⇕⥅ᡭṆ䜑㒊䡚⥅ᡭ➃㒊䛛䜙㻝㻛㻞㻰

ᑐ⟶㍈

ⅆཱྀ䛾
ゅᗘ

ண⇕⠊ᅖ䜢䝆䜾䝄䜾䛻㐍⾜

ᇶᮏ䛾
⪃䛘᪉

ẕᮦ⾲㠃䛾Ⰽ䠷㐺ṇ⥅ᡭṆ䜑㒊䡚⥅ᡭ➃㒊䛛䜙㻝㻛㻞㻰

ᑐ⟶㍈

ᗘ䠹

ᗘ䛾ぢศ䛡᪉

㯮㉥Ⰽ䠷㻣㻢㻜䡚㻤㻡㻜䉝䠹㝽㛫䛾ධ䜚ཱྀ䛷䜝䛖䜢ᑡ䛧⁐䛛䛧䛯᫬䛻྾䛔㎸䜎䜜䜛

ୖ 㸺PP㸼㖄┤㓄⟶㸫㹒⥅ᡭ ճ ୖഃ㸸ୗྥࡁ㸦㸰㸧
ⅆཱྀ䛾
ゅᗘ

ᑐ⟶㍈

┤ゅ᪉ྥ䛛䜙㻡䡚㻞㻜㼻ഴ䛡䜛ᑐ෇࿘┤ゅ᪉ྥ䛛䜙㻡䡚㻞㻜㼻ഴ䛡䜛ⅆཱྀ䛾ゅᗘຍ⇕⠊ᅖ䜢䝆䜾䝄䜾䛻㐍⾜

⅖䛾≺䛔఩⨨

⅖䛾≺䛔఩⨨

ᇶᮏ䛾⪃ ᖖ䛻ື䛛䛧⥆䛡୍Ⅼ䛻Ṇ䜑䛺䛔䛘᪉䜝䛖䛾⛣ື䜢㏣䛔䛛䛡䛶ྠ᪉ྥ䛻㐍⾜
ᾐ
㏱
స
ᴗ

䝖䞊䝏䛾
ື䛝

䝇䝍䞊䝖
఩⨨

ᡭ๓ഃ䛛䜙㛤ጞ㍈䞉෇࿘᪉ྥ⥅ᡭ➃㒊䡚⥅ᡭṆ䜑㒊䜢䝆䜾䝄䜾䛻⛣ືẕᮦ⾲㠃䛾Ⰽ䠷ᗘ䠹䜝䛖䛾ື䛛䛧᪉䜝䛖䛾ゅᗘ㉥㯮Ⰽ䠷㻣㻢㻜䡚㻤㻡㻜䉝䠹㻟䡚㻠ศ๭䛧ᕳ䛝䛴䛡䜛䜘䛖䛻⛣ືᑐ⟶㍈┤ゅ᪉ྥ䛛䜙㻡䡚㻞㻜㼻ഴ䛡䜛ᑐ෇࿘┤ゅ᪉ྥ䛛䜙㻡䡚㻞㻜㼻ഴ䛡䜛

䝣
䜱
䝺
䝑
䝖
ᙧ
ᡂ
స
ᴗ

䝖䞊䝏䛾
ື䛝

ᑐ⟶㍈

┤ゅ᪉ྥ䛛䜙㻡䡚㻞㻜㼻ഴ䛡䜛ᑐ෇࿘┤ゅ᪉ྥ䛛䜙㻡䡚㻞㻜㼻ഴ䛡䜛
䜝䛖䛾ඛ➃

ᇶᮏ䛾⪃
䛘᪉

䐟⅖䜢㐲䛦䛡䜛
䐠䜝䛖䜢ᙜ䛶䜛
䐡䜝䛖䛜⁐䛡ጞ䜑䛶䛹䜝䛳䛸䛺䜛㊥㞳䜢ಖ䛳䛶䚸䜝䛖䛸⅖䜢ྠ᫬䛻ື䛛䛩

䝇䝍䞊䝖఩
⨨

ᡭ๓ഃ䛛䜙㛤ጞ㍈䞉෇࿘᪉ྥ䜝䛖䛾ඛ➃䛸䛾㊥㞳䜢ಖ䛳䛶෇࿘᪉ྥ䛻ື䛛䛩ẕᮦ⾲㠃䛾Ⰽ䠷ᗘ䠹䜝䛖䛾ື䛛䛧᪉䜝䛖䛾ゅᗘ㯮㉥Ⰽ䠷㻢㻤㻜䡚㻣㻤㻜䉝䠹㻟䡚㻠ศ๭䛧ᕳ䛝䛴䛡䜛䜘䛖䛻⛣ືᑐ⟶㍈┤ゅ᪉ྥ䛛䜙㻡䡚㻞㻜㼻ഴ䛡䜛ᑐ෇࿘┤ゅ᪉ྥ䛛䜙㻡䡚㻞㻜㼻ഴ䛡䜛඲࿘㻠ศ๭䛾஦౛䖃䠖ᕪ䛧䜝䛖䛾㛤ጞ఩⨨㻼䠖䜝䛖䛾ᾐ㏱సᴗ䛾㡰ᗎ䠢䠖䝣䜱䝺䝑䝖ᙧᡂసᴗ䛾㡰ᗎ

䜝䛖䛾ゅᗘ─ 163 ─

資料編

ୗ 㸺PP㸼㖄┤㓄⟶㸫㹒⥅ᡭ ձ ୗഃ㸸ୖྥࡁ㸦㸯㸧
ⅆཱྀ
␒ྕ
䛸
ᅽຊ
ㄪᩚ

䝖䞊䝏䠄㻶㻵㻿䠅

㻮㻻㻝ྕண⇕⠊ᅖ䠄㍈᪉ྥ䠅ⅆཱྀ␒ྕ䠄㻶㻵㻿䠅㻟㻝㻡䡚㻡㻜㻜ⅆཱྀ䛾
ゅᗘ䜝䛖Წ䠄㻶㻵㻿グྕ㽢ᚄ䠅
䜺䝇ㄪ⠇
ჾ䛾ᅽຊ

㓟⣲㻔㻹㻼㼍㻕

㻜㻚㻟䡚㻜㻚㻠

䡭䡺䡽䢖䢙㻔㻹㻼㼍㻕㻜㻚㻜㻟䡚㻜㻚㻜㻠

㑏ඖ⅖
䛾ሙྜ

ண
⇕

㻝㻝㻌㼙㼙௨ୖ

⅖䛾≺䛔఩⨨䠷 ᗘ䠹ⓑⰺඛ➃䛛䜙㻞䡚㻟䉭䠷⣙㻟㻞㻜㻜䉝䠹

Ⅳ໬⅖䛾㛗䛥䠄䉭䠅⣙㻡㻜 㼙㼙

⅖䛾≺䛔఩⨨䠷 ᗘ䠹Ⅳ໬⅖ඛ➃䛛䜙㻝䡚㻞㼙㼙䠷⣙㻟㻞㻜㻜䉝䠹

䝖䞊䝏䛾
ື䛝

ຍ⇕⠊ᅖ䠄㍈᪉ྥ䠅

ຍ
⇕

䝖䞊䝏䛾
ື䛝

㐺ṇ

䝇䝍䞊䝖
఩⨨

ᕪ䛧䜝䛖㛤ጞ఩⨨䛛䜙㛤ጞẕᮦ⾲㠃䛾Ⰽ䠷෇࿘᪉ྥ䛻䝆䜾䝄䜾䛻୍࿘⛣ືᗘ䠹ᗘ䛾ぢศ䛡᪉

㯮㉥Ⰽ䠷㻢㻜㻜䡚㻢㻡㻜䉝䠹
⅖୰ᚰ䜢ᑡ䛧䛪䜙䛧䛶Ⰽ䜢☜ㄆ┤ゅຍ⇕⠊ᅖ䜢䝆䜾䝄䜾䛻㐍⾜

ᇶᮏ䛾
⪃䛘᪉

ᆒ୍䛻᪼ 䛩䜛䜘䛖ᖖ䛻ື䛛䛧⥆䛡୍Ⅼ䛻Ṇ䜑䛺䛔
⥅䛞ᡭ䜢㔜Ⅼⓗ䛻ຍ⇕

䝇䝍䞊䝖
఩⨨

ᕪ䛧䜝䛖㛤ጞ఩⨨䛛䜙㛤ጞ

㍈䞉෇࿘
᪉ྥ

෇࿘᪉ྥ䛾ື䛝䜢䜔䜔㐜䛟䛧䛶䝆䜾䝄䜾䛻⛣ື䛧䛶᪼ 䛩䜛ẕᮦ⾲㠃䛾Ⰽ䠷ᆒ୍䛻᪼ 䛩䜛䜘䛖ᖖ䛻ື䛛䛧⥆䛡୍Ⅼ䛻Ṇ䜑䛺䛔
㖡⟶䛾 ᗘ䜢⥅䛞ᡭ䜘䜚㧗䜑䛻

┤ゅ

ᑐ෇࿘

⅖䛾≺䛔఩⨨ᇶᮏ䛾⪃䛘᪉⥅ᡭṆ䜑㒊䡚⥅ᡭ➃㒊䛛䜙㻝㻛㻞䡚㻝㻛㻟㻰

ᑐ⟶㍈

ⅆཱྀ䛾
ゅᗘ

┤ゅ
ண⇕⠊ᅖ䜢䝆䜾䝄䜾䛻㐍⾜

㍈䞉෇࿘
᪉ྥ

㐺ṇ

┤ゅ

ᑐ෇࿘

⅖䛾≺䛔఩⨨ⓑⰺ䛾㛗䛥䠄䉭䠅

୰ᛶ⅖
䛾ሙྜ
⅖䛾
ㄪᩚ

㻮㻯㼡㻼㻙㻞㽢㻞㻚㻠㻌㼙㼙⥅ᡭṆ䜑㒊䡚⥅ᡭ➃㒊䛛䜙㻝㻛㻞䡚㻝㻛㻟㻰

ᑐ⟶㍈

ᗘ䠹

ᗘ䛾ぢศ䛡᪉

㉥㯮Ⰽ䠷㻣㻢㻜䡚㻤㻡㻜䉝䠹㝽㛫䛾ධ䜚ཱྀ䛷䜝䛖䜢ᑡ䛧⁐䛛䛧䛯᫬䛻྾䛔㎸䜎䜜䜛

⅖䛾≺䛔఩⨨

ୗ 㸺PP㸼㖄┤㓄⟶㸫㹒⥅ᡭ ձ ୗഃ㸸ୖྥࡁ㸦㸰㸧
ⅆཱྀ䛾
ゅᗘ

ᑐ⟶㍈

┤ゅ

ᑐ෇࿘

┤ゅ

⅖䛾≺䛔఩⨨ⅆཱྀ䛾ゅᗘຍ⇕⠊ᅖ䜢䝆䜾䝄䜾䛻㐍⾜

䝖䞊䝏䛾
ື䛝

䝇䝍䞊䝖
఩⨨

ᡭ๓ഃ䛛䜙㛤ጞ㍈䞉෇࿘᪉ྥ⥅ᡭ➃㒊䡚⥅ᡭṆ䜑㒊䜢䝆䜾䝄䜾䛻⛣ືẕᮦ⾲㠃䛾Ⰽ䠷ᗘ䠹䜝䛖䛾ື䛛䛧᪉
䜝䛖䛾
ゅᗘ

ᑐ⟶㍈
ᑐ෇࿘

㉥㯮Ⰽ䠷㻣㻢㻜䡚㻤㻡㻜䉝䠹㻟䡚㻠ศ๭䛧ᕳ䛝䛴䛡䜛䜘䛖䛻⛣ື

䝣
䜱
䝺
䝑
䝖
ᙧ
ᡂ
స
ᴗ

䝖䞊䝏䛾
ື䛝

┤ゅ
┤ゅ
䜝䛖䛾ඛ➃

ᇶᮏ䛾⪃
䛘᪉

䐟⅖䜢㐲䛦䛡䜛
䐠䜝䛖䜢ᙜ䛶䜛
䐡䜝䛖䛜⁐䛡ጞ䜑䛶䛹䜝䛳䛸䛺䜛㊥㞳䜢ಖ䛳䛶䚸䜝䛖䛸⅖䜢ྠ᫬䛻ື䛛䛩

䝇䝍䞊䝖఩
⨨

ᡭ๓ഃ䛛䜙㛤ጞ㍈䞉෇࿘᪉ྥ䜝䛖䛾ඛ➃䛸䛾㊥㞳䜢ಖ䛳䛶෇࿘᪉ྥ䛻ື䛛䛩ẕᮦ⾲㠃䛾Ⰽ䠷ᗘ䠹㯮㉥Ⰽ䠷㻢㻤㻜䡚㻣㻤㻜䉝䠹┤ゅ᪉ྥ䛛䜙㻡䡚㻞㻜㼻ഴ䛡䜛
┤ゅ᪉ྥ䛛䜙㻡䡚㻞㻜㼻ഴ䛡䜛䜝䛖䛾ື䛛䛧᪉䜝䛖䛾ゅᗘ

ᾐ㏱సᴗ䛷䛿䚸䝣䜱䝺䝑䝖䛜ᑠ䛥䛟พ㠃≧䛸䛺䜚䚸㝽㛫䛻ᾐ㏱䛩䜛
Ⰻዲ䛺ᾐ㏱

ᑐ෇࿘

⅖䛾≺䛔఩⨨

ᇶᮏ䛾⪃ ᖖ䛻ື䛛䛧⥆䛡୍Ⅼ䛻Ṇ䜑䛺䛔䛘᪉䜝䛖䛾⛣ື䜢㏣䛔䛛䛡䛶ྠ᪉ྥ䛻㐍⾜
ᾐ
㏱
స
ᴗ

ᑐ⟶㍈

⅖䜢ᑡ䛧㐲䛦䛡䜛䛛䚸ᙅ䛟ㄪ⠇䛧䛶
㝆 䛩䜛

ᑐ⟶㍈

┤ゅ᪉ྥ䛛䜙㻡䡚㻞㻜㼻ഴ䛡䜛ᑐ෇࿘┤ゅ᪉ྥ䛛䜙㻡䡚㻞㻜㼻ഴ䛡䜛䝣䜱䝺䝑䝖సᴗ䛷䛿䚸䜝䛖䛜⥅ᡭ䛾➃㠃䛸⟶䛾㛫䛷኱䛝䛺஧➼㎶
୕ゅᙧ䜢ᙧᡂ䛧䚸䛛䛴䚸䝣䜱䝺䝑䝖䛾୧➃㒊䛜䛺䛨䜣䛷䛔䜛䛣䛸䜝䛖䛾ゅᗘ䜝䛖䛾ື䛛䛧᪉─ 164 ─ୗⰋዲ䛺䝣䜱䝺䝑䝖

資料編

Ỉ 㸺PP㸼㖄┤㓄⟶㸫㹒⥅ᡭ ղ Ỉᖹ㸸ᶓྥࡁ㸦㸯㸧ண⇕⠊ᅖ䠄㍈᪉ྥ䠅ⅆཱྀ䛾ゅᗘ⥅ᡭṆ䜑㒊䡚⥅ᡭ➃㒊䛛䜙㻝㻛㻞䡚㻝㻛㻟㻰

ᑐ⟶㍈

┤ゅ

ᑐ෇࿘

┤ゅ

⅖䛾≺䛔఩⨨

ண
⇕

䝖䞊䝏䛾
ື䛝

ᆒ୍䛻᪼ 䛩䜛䜘䛖ᖖ䛻ື䛛䛧⥆䛡୍Ⅼ䛻Ṇ䜑䛺䛔
㖡⟶䛾 ᗘ䜢⥅䛞ᡭ䜘䜚㧗䜑䛻

䝇䝍䞊䝖
఩⨨

ୖୗ㻞᪉ྥ䛷䚸ୖഃ䠄ᕪ䛧䜝䛖㛤ጞ఩⨨䛾཯ᑐഃ䠅䛛䜙㛤ጞ

㍈䞉෇࿘
᪉ྥ

෇࿘᪉ྥ䛻⛣ືᗘ䠹ᗘ䛾ぢศ䛡᪉

㯮㉥Ⰽ䠷㻢㻜㻜䡚㻢㻡㻜䉝䠹

䝖䞊䝏䛾
ື䛝

ᇶᮏ䛾
⪃䛘᪉

ᆒ୍䛻᪼ 䛩䜛䜘䛖ᖖ䛻ື䛛䛧⥆䛡୍Ⅼ䛻Ṇ䜑䛺䛔
⥅䛞ᡭ䜢㔜Ⅼⓗ䛻ຍ⇕

䝇䝍䞊䝖
఩⨨

ୖୗ㻞᪉ྥ䛷䚸ୖഃ䠄ᕪ䛧䜝䛖㛤ጞ఩⨨䛾཯ᑐഃ䠅䛛䜙㛤ጞ

㍈䞉෇࿘
᪉ྥ

෇࿘᪉ྥ䛾ື䛝䜢㐜䛟䛧䛶᪼ 䛩䜛ẕᮦ⾲㠃䛾Ⰽ䠷

⅖୰ᚰ䜢ᑡ䛧䛪䜙䛧䛶Ⰽ䜢☜ㄆ㐺ṇ┤ゅຍ⇕⠊ᅖ䜢䝆䜾䝄䜾䛻㐍⾜ᗘ䠹ᗘ䛾ぢศ䛡᪉

㉥㯮Ⰽ䠷㻣㻢㻜䡚㻤㻡㻜䉝䠹㝽㛫䛾ධ䜚ཱྀ䛷䜝䛖䜢ᑡ䛧⁐䛛䛧䛯᫬䛻྾䛔㎸䜎䜜䜛

㻞䡚㻟䉭

㐺ṇ

┤ゅ

ᑐ෇࿘

⅖䛾≺䛔఩⨨

ຍ⇕⥅ᡭṆ䜑㒊䡚⥅ᡭ➃㒊䛛䜙㻝㻛㻞䡚㻝㻛㻟㻰

ᑐ⟶㍈

ⅆཱྀ䛾
ゅᗘ

ண⇕⠊ᅖ䜢䝆䜾䝄䜾䛻㐍⾜

ᇶᮏ䛾
⪃䛘᪉

ẕᮦ⾲㠃䛾Ⰽ䠷ຍ⇕⠊ᅖ䠄㍈᪉ྥ䠅⅖䛾≺䛔఩⨨

Ỉ 㸺PP㸼㖄┤㓄⟶㸫㹒⥅ᡭ ղ Ỉᖹ㸸ᶓྥࡁ㸦㸰㸧
ⅆཱྀ䛾
ゅᗘ

ᑐ⟶㍈

┤ゅ᪉ྥ䛛䜙㻡䡚㻞㻜㼻ഴ䛡䜛ᑐ෇࿘┤ゅ᪉ྥ䛛䜙㻡䡚㻞㻜㼻ഴ䛡䜛ⅆཱྀ䛾ゅᗘຍ⇕⠊ᅖ䜢䝆䜾䝄䜾䛻㐍⾜

⅖䛾≺䛔఩⨨

⅖䛾≺䛔఩⨨

ᾐ
㏱
స
ᴗ

䝖䞊䝏䛾
ື䛝

ᇶᮏ䛾⪃
䛘᪉

ᖖ䛻ື䛛䛧⥆䛡୍Ⅼ䛻Ṇ䜑䛺䛔䜝䛖䛾⛣ື䜢㏣䛔䛛䛡䛶ྠ᪉ྥ䛻㐍⾜

䝇䝍䞊䝖
఩⨨

ᕥྑ㻞ศ๭䛧䚸䛔䛪䜜䜒┿ୗ䠄㻢᫬䠅䛾఩⨨䛛䜙㛤ጞ

㍈䞉෇࿘᪉ྥ⥅ᡭ➃㒊䡚⥅ᡭṆ䜑㒊䜢䝆䜾䝄䜾䛻⛣ືẕᮦ⾲㠃䛾Ⰽ䠷ᗘ䠹䜝䛖䛾ື䛛䛧᪉䜝䛖䛾ゅᗘ㉥㯮Ⰽ䠷㻣㻢㻜䡚㻤㻡㻜䉝䠹෇࿘䜢ᕳ䛝䛴䛡䜛䜘䛖䛻⛣ືᑐ⟶㍈┤ゅ᪉ྥ䛛䜙㻡䡚㻞㻜㼻ഴ䛡䜛ᑐ෇࿘┤ゅ᪉ྥ䛛䜙㻡䡚㻞㻜㼻ഴ䛡䜛

䝣
䜱
䝺
䝑
䝖
ᙧ
ᡂ
స
ᴗ

䝖䞊䝏䛾
ື䛝

ᑐ෇࿘

┤ゅ᪉ྥ䛛䜙㻡䡚㻞㻜㼻ഴ䛡䜛
䜝䛖䛾ඛ➃

ᇶᮏ䛾⪃
䛘᪉

䐟⅖䜢㐲䛦䛡䜛
䐠䜝䛖䜢ᙜ䛶䜛
䐡䜝䛖䛜⁐䛡ጞ䜑䛶䛹䜝䛳䛸䛺䜛㊥㞳䜢ಖ䛳䛶䚸䜝䛖䛸⅖䜢ྠ᫬䛻ື䛛䛩

䝇䝍䞊䝖఩
⨨

ᕥྑ䛭䜜䛮䜜㻞ศ๭䛧䚸䛔䛪䜜䜒┿ୖ䠄㻝㻞᫬䠅䛾఩⨨䛛䜙㛤ጞ

㍈䞉෇࿘
᪉ྥ

䜝䛖䛾ඛ➃䛸䛾㊥㞳䜢ಖ䛳䛶෇࿘᪉
ྥ䛻ື䛛䛩

ᗘ䠹

䜝䛖䛾ື䛛䛧᪉

─ 165 ─㯮㉥Ⰽ䠷㻢㻤㻜䡚㻣㻤㻜䉝䠹⥅ᡭ⫗ཌ䜢୍㎶䛸䛩䜛஧➼㎶୕ゅᙧ䛾኱䛝䛺䝣䜱䝺䝑䝖䜢ᙧᡂ䛩䜛䜝䛖䛾ື䛛䛧᪉

ᾐ㏱సᴗ䛷䛿䚸䝣䜱䝺䝑䝖䛜ᑠ䛥䛟พ㠃≧䛸䛺䜚䚸ୗ᪉䜈ὶ䜜䛺䛜䜙㝽㛫
䛻ᾐ㏱䛩䜛
䜝䛖䛾ゅᗘ

┤ゅ᪉ྥ䛛䜙㻡䡚㻞㻜㼻ഴ䛡䜛ẕᮦ⾲㠃䛾Ⰽ䠷

䜝䛖䛾
ゅᗘ

Ⰻዲ䛺ᾐ㏱

ᑐ⟶㍈

ᑐ⟶㍈

┤ゅ᪉ྥ䛛䜙㻡䡚㻞㻜㼻ഴ䛡䜛ᑐ෇࿘┤ゅ᪉ྥ䛛䜙㻡䡚㻞㻜㼻ഴ䛡䜛඲࿘㻢ศ๭䛾஦౛䖃䠖ᕪ䛧䜝䛖䛾㛤ጞ఩⨨㻼䠖䜝䛖䛾ᾐ㏱సᴗ䛾㡰ᗎ䠢䠖䝣䜱䝺䝑䝖ᙧᡂసᴗ䛾㡰ᗎ

資料編ୖ 㸺PP㸼㖄┤㓄⟶㸫㹒⥅ᡭ ճ ୖഃ㸸ୗྥࡁ㸦㸯㸧ண⇕⠊ᅖ䠄㍈᪉ྥ䠅
ⅆཱྀ䛾
ゅᗘ

┤ゅ

ᑐ෇࿘

┤ゅ

⅖䛾≺䛔఩⨨

ண
⇕

䝖䞊䝏䛾
ື䛝

ຍ⇕⠊ᅖ䠄㍈᪉ྥ䠅ண⇕⠊ᅖ䜢䝆䜾䝄䜾䛻㐍⾜

䝇䝍䞊䝖
఩⨨

ᕥྑ㻞᪉ྥ䛷䚸ᕪ䛧䜝䛖㛤ጞ఩⨨䛾཯ᑐഃ䛛䜙㛤ጞ㍈䞉෇࿘᪉ྥ෇࿘᪉ྥ䛻⛣ື

ᗘ䠹

┤ゅ

ᑐ෇࿘

┤ゅ

⅖䛾≺䛔఩⨨⥅ᡭ䛾 ᗘ䛿䛛䛺䜚ୖ᪼䛧䛶䛔䜛䛾䛷㖡⟶䜢୺య䛻ᆒ୍䛻᪼㖡⟶䛾 ᗘ䜢⥅䛞ᡭ䜘䜚㧗䜑䛻ᗘ䛾ぢศ䛡᪉

⥅ᡭṆ䜑㒊䡚⥅ᡭ➃㒊䛛䜙㻝㻛㻞㻰

ᑐ⟶㍈

ⅆཱྀ䛾
ゅᗘ

ᇶᮏ䛾
⪃䛘᪉

ẕᮦ⾲㠃䛾Ⰽ䠷㐺ṇ⥅ᡭṆ䜑㒊䡚⥅ᡭ➃㒊䛛䜙㻝㻛㻞㻰

ᑐ⟶㍈

ຍ
⇕

㯮㉥Ⰽ䠷㻢㻜㻜䡚㻢㻡㻜䉝䠹

䝖䞊䝏䛾
ື䛝

ᇶᮏ䛾
⪃䛘᪉

ᆒ୍䛻᪼ 䛩䜛䜘䛖ᖖ䛻ື䛛䛧⥆䛡୍Ⅼ䛻Ṇ䜑䛺䛔
⥅䛞ᡭ䜢㔜Ⅼⓗ䛻ຍ⇕

䝇䝍䞊䝖
఩⨨

ᕥྑ㻞᪉ྥ䛷䚸ᕪ䛧䜝䛖㛤ጞ఩⨨䛾཯ᑐഃ䛛䜙㛤ጞ㍈䞉෇࿘᪉ྥ෇࿘᪉ྥ䛾ື䛝䜢㐜䛟䛧䛶᪼ 䛩䜛ẕᮦ⾲㠃䛾Ⰽ䠷

⅖୰ᚰ䜢ᑡ䛧䛪䜙䛧䛶Ⰽ䜢☜ㄆ㐺ṇண⇕⠊ᅖ䛾୰ኸ㒊ᗘ䠹ᗘ䛾ぢศ䛡᪉

㉥㯮Ⰽ䠷㻣㻢㻜䡚㻤㻡㻜䉝䠹㝽㛫䛾ධ䜚ཱྀ䛷䜝䛖䜢ᑡ䛧⁐䛛䛧䛯᫬䛻྾䛔㎸䜎䜜䜛

ୖ 㸺PP㸼㖄┤㓄⟶㸫㹒⥅ᡭ ճ ୖഃ㸸ୗྥࡁ㸦㸰㸧
ⅆཱྀ䛾
ゅᗘ

ᑐ⟶㍈

┤ゅ᪉ྥ䛛䜙㻡䡚㻞㻜㼻ഴ䛡䜛ᑐ෇࿘┤ゅ᪉ྥ䛛䜙㻡䡚㻞㻜㼻ഴ䛡䜛ⅆཱྀ䛾ゅᗘຍ⇕⠊ᅖ䜢䝆䜾䝄䜾䛻㐍⾜

⅖䛾≺䛔఩⨨

⅖䛾≺䛔఩⨨

ᇶᮏ䛾⪃ ᖖ䛻ື䛛䛧⥆䛡୍Ⅼ䛻Ṇ䜑䛺䛔䛘᪉䜝䛖䛾⛣ື䜢㏣䛔䛛䛡䛶ྠ᪉ྥ䛻㐍⾜
ᾐ
㏱
స
ᴗ

䝖䞊䝏䛾
ື䛝

䝇䝍䞊䝖
఩⨨

ᡭ๓ഃ䛛䜙㛤ጞ㍈䞉෇࿘᪉ྥ⥅ᡭ➃㒊䡚⥅ᡭṆ䜑㒊䜢䝆䜾䝄䜾䛻⛣ືẕᮦ⾲㠃䛾Ⰽ䠷ᗘ䠹䜝䛖䛾ື䛛䛧᪉㉥㯮Ⰽ䠷㻣㻢㻜䡚㻤㻡㻜䉝䠹㻠䡚㻢ศ๭䛧ᕳ䛝䛴䛡䜛䜘䛖䛻⛣ື

䝣
䜱
䝺
䝑
䝖
ᙧ
ᡂ
స
ᴗ

䝖䞊䝏䛾
ື䛝

ᑐ⟶㍈

┤ゅ᪉ྥ䛛䜙㻡䡚㻞㻜㼻ഴ䛡䜛ᑐ෇࿘┤ゅ᪉ྥ䛛䜙㻡䡚㻞㻜㼻ഴ䛡䜛
䜝䛖䛾ඛ➃

ᇶᮏ䛾⪃
䛘᪉

䐟⅖䜢㐲䛦䛡䜛
䐠䜝䛖䜢ᙜ䛶䜛
䐡䜝䛖䛜⁐䛡ጞ䜑䛶䛹䜝䛳䛸䛺䜛㊥㞳䜢ಖ䛳䛶䚸䜝䛖䛸⅖䜢ྠ᫬䛻ື䛛䛩

䝇䝍䞊䝖఩
⨨

ᡭ๓ഃ䛛䜙㛤ጞ㍈䞉෇࿘᪉ྥ䜝䛖䛾ඛ➃䛸䛾㊥㞳䜢ಖ䛳䛶෇࿘᪉ྥ䛻ື䛛䛩ẕᮦ⾲㠃䛾Ⰽ䠷ᗘ䠹䜝䛖䛾ື䛛䛧᪉
䜝䛖䛾
ゅᗘ

ᑐ⟶㍈

┤ゅ᪉ྥ䛛䜙㻡䡚㻞㻜㼻ഴ䛡䜛ᑐ෇࿘┤ゅ᪉ྥ䛛䜙㻡䡚㻞㻜㼻ഴ䛡䜛䜝䛖䛾ゅᗘ

ᾐ㏱సᴗ䛷䛿䚸䝣䜱䝺䝑䝖䛜ᑠ䛥䛟พ㠃≧䛸䛺䜚䚸㝽㛫䛻ᾐ㏱䛩䜛
Ⰻዲ䛺ᾐ㏱㯮㉥Ⰽ䠷㻢㻤㻜䡚㻣㻤㻜䉝䠹
⅖䜢ᑡ䛧㐲䛦䛡䜛䛛䚸ᙅ䛟ㄪ⠇䛧䛶
㝆 䛩䜛

ᑐ⟶㍈

┤ゅ᪉ྥ䛛䜙㻡䡚㻞㻜㼻ഴ䛡䜛ᑐ෇࿘┤ゅ᪉ྥ䛛䜙㻡䡚㻞㻜㼻ഴ䛡䜛䝣䜱䝺䝑䝖సᴗ䛷䛿䚸䜝䛖䛜⥅ᡭ䛾➃㠃䛸⟶䛾㛫䛷኱䛝䛺஧➼㎶
୕ゅᙧ䜢ᙧᡂ䛧䚸䛛䛴䚸䝣䜱䝺䝑䝖䛾୧➃㒊䛜䛺䛨䜣䛷䛔䜛䛣䛸䜝䛖䛾ゅᗘ䜝䛖䛾ື䛛䛧᪉─ 166 ─ୗⰋዲ䛺䝣䜱䝺䝑䝖

資料編

ୗ 㸺PP㸼㖄┤㓄⟶㸫㕲〇ࣇࣛࣥࢪ ୗྥࡁ㸦㸯㸧䝖䞊䝏䠄㻶㻵㻿䠅
ⅆཱྀ
␒ྕ
䛸
ᅽຊ
ㄪᩚ

㻞㻜㻜䡚㻞㻡㻜

䜝䛖Წ䠄㻶㻵㻿グྕ㽢ᚄ䠅
䜺䝇ㄪ⠇
ჾ䛾ᅽຊ

㻜㻚㻞䡚㻜㻚㻟

䡭䡺䡽䢖䢙㻔㻹㻼㼍㻕㻜㻚㻜㻞䡚㻜㻚㻜㻟ⓑⰺ䛾㛗䛥䠄䉭䠅

㻤㻌㼙㼙௨ୖ

⅖䛾≺䛔఩⨨䠷 ᗘ䠹ⓑⰺඛ➃䛛䜙㻞䡚㻟䉭䠷⣙㻟㻞㻜㻜䉝䠹

Ⅳ໬⅖䛾㛗䛥䠄䉭䠅⣙㻡㻜 㼙㼙㑏ඖ⅖䛾ሙྜ

⅖䛾≺䛔఩⨨䠷 ᗘ䠹Ⅳ໬⅖ඛ➃䛛䜙㻝䡚㻞㼙㼙䠷⣙㻟㻞㻜㻜䉝䠹ຍ⇕⠊ᅖ䠄㍈᪉ྥ䠅

䝖䞊䝏䛾
ື䛝

㐺ṇ

ᇶᮏ䛾
⪃䛘᪉

ᆒ୍䛻᪼ 䛩䜛䜘䛖ᖖ䛻ື䛛䛧୍Ⅼ
䛻Ṇ䜑䛺䛔

䝇䝍䞊䝖
఩⨨

ᕪ䛧䜝䛖㛤ጞ఩⨨䛾཯ᑐഃ䛛䜙㛤ጞ

㍈䞉෇࿘
᪉ྥ

䝣䝷䞁䝆㠃䜢୺䛻㓄⟶෇࿘䛻ἢ䛳䛶⛣ື䛥䛫䜛ẕᮦ⾲㠃䛾Ⰽ䠷㐺ṇᗘ䠹㯮㉥Ⰽ䠷㻢㻡㻜䡚㻣㻢㻜䉝䠹ᗘ䛾ぢศ䛡᪉

⅖୰ᚰ䜢ᑡ䛧䛪䜙䛧䛶Ⰽ䜢☜ㄆ┤ゅ㓄⟶෇࿘䛻ἢ䛳䛶㐍⾜䛩䜛

ᇶᮏ䛾
⪃䛘᪉

ᆒ୍䛻᪼ 䛩䜛䜘䛖ᖖ䛻ື䛛䛧୍Ⅼ
䛻Ṇ䜑䛺䛔

䝇䝍䞊䝖
఩⨨

䛧䜝䛖㛤ጞ఩⨨䛾཯ᑐഃ䛛䜙㛤ጞ

㍈䞉෇࿘
᪉ྥ

䝣䝷䞁䝆㠃䜢୺䛻㓄⟶෇࿘䛻ἢ䛳䛶⣲᪩䛟⛣ື䛥䛫᪼ 䛩䜛ẕᮦ⾲㠃䛾Ⰽ䠷

䝖䞊䝏䛾
ື䛝

┤ゅ
ண⇕⠊ᅖ䜢㓄⟶෇࿘䛻ἢ䛳䛶㐍⾜䜋䜌ᆶ┤䠄㖡⟶ഃ䛻䠑ᗘഴ䛡䜛䠅ᑐ෇࿘

⅖䛾≺䛔఩⨨

ຍ⇕

⅖䛾≺䛔఩⨨
ண⇕䜋䜌┤ゅ䠄㓄⟶ഃ䛻㻡㼻ഴ䛡䜛䠅ᑐ෇࿘㕲䝣䝷䞁䝆ඃඛ䛻㓄⟶ᐤ䜚䛾඲࿘

ᑐ⟶㍈

ⅆཱྀ䛾
ゅᗘ

㕲䝣䝷䞁䝆㒑ᨻ䛻㓄⟶ᐤ䜚䛾඲࿘

ᑐ⟶㍈

ⅆཱྀ䛾
ゅᗘ

㻮㻭㼓㻙㻣㽢㻞㻚㻠㻌㼙㼙㓟⣲㻔㻹㻼㼍㻕

୰ᛶ⅖
䛾ሙྜ
⅖䛾
ㄪᩚ

ண⇕⠊ᅖ䠄㍈᪉ྥ䠅㻮㻻ྕⅆཱྀ␒ྕ䠄㻶㻵㻿䠅ᗘ䠹ᗘ䛾ぢศ䛡᪉㖡⟶㕲䝣䝷䞁䝆⅖䛾≺䛔఩⨨

㯮㉥Ⰽ䠷㻢㻡㻜䡚㻣㻢㻜䉝䠹䝣䝷䝑䜽䝇䛜㏱᫂≧ែ䛻䛺䛳䛯᫬䚸䜝䛖䜢⁐䛛䛧䛶䜏䜛

ୗ 㸺PP㸼㖄┤㓄⟶㸫㕲〇ࣇࣛࣥࢪ ୗྥࡁ㸦㸰㸧
ⅆཱྀ䛾
ゅᗘ

ᑐ⟶㍈

䜋䜌ᆶ┤䠄㓄⟶ഃ䛻ᑡ䛧ഴ䛡䜛䠅

ᑐ෇࿘

┤ゅ

⅖䛾≺䛔఩⨨

䜝䛖䛾⛣ື䜢㏣䛔䛛䛡䛶㐍⾜

ᇶᮏ䛾⪃
䛘᪉
ᾐ
㏱
స
ᴗ

䝖䞊䝏䛾
ື䛝

䜝䛖䛻Ⅳ໬⅖䜢⤯ᑐ䛻ᙜ䛶䛺䛔䛣䛸

䝇䝍䞊䝖
఩⨨

⿬ഃ䛛䜙㛤ጞ䛩䜛㍈䞉෇࿘᪉ྥ䝣䝷䞁䝆䛸㓄⟶䛾ቃ┠䜢㓄⟶෇࿘䛻ἢ䛳䛶⣲᪩䛟⛣ື䛥䛫䜛ẕᮦ⾲㠃䛾Ⰽ䠷ᗘ䠹䜝䛖䛾ື䛛䛧᪉
䜝䛖䛾
ゅᗘ

ⅆཱྀ䛾
ゅᗘ

㯮㉥Ⰽ䠷㻢㻡㻜䡚㻣㻢㻜䉝䠹㻞䡚㻟ศ๭䛧ᕳ䛝䛴䛡䜛䜘䛖䛻⛣ືᑐ⟶㍈Ỉᖹゅ ⣙㻠㻡㼻

ᑐ෇࿘

┤ゅ᪉ྥ䛛䜙㻡䡚㻞㻜㼻ഴ䛡䜛

ᑐ⟶㍈
ᑐ෇࿘

⅖䛾≺䛔఩⨨
䝣
䜱
䝺
䝑
䝖
ᙧ
ᡂ
స
ᴗ

䝖䞊䝏䛾
ື䛝

┤ゅ
䝣䜱䝺䝑䝖ᙧᡂ㒊䛾ୖ㒊䜢≺䛖

ᇶᮏ䛾⪃
䛘᪉

䜝䛖䛻Ⅳ໬⅖䜢⤯ᑐ䛻ᙜ䛶䛺䛔䛣䛸

䝇䝍䞊䝖఩
⨨

⿬ഃ䛛䜙㛤ጞ䛩䜛㍈䞉෇࿘᪉ྥ㓄⟶෇࿘䛻ἢ䛳䛶⣲᪩䛟⛣ື䛥䛫䜛ẕᮦ⾲㠃䛾Ⰽ䠷ᗘ䠹䜝䛖䛾ື䛛䛧᪉䜝䛖䛾
ゅᗘỈᖹ໬䚸㻡㼻ഴ䛡䜛㯮㉥Ⰽ䠷㻢㻡㻜䡚㻣㻢㻜䉝䠹㻞䡚㻟ศ๭䛧ᕳ䛝䛴䛡䜛䜘䛖䛻⛣ືᑐ⟶㍈Ỉᖹゅ ⣙㻠㻡㼻

ᑐ෇࿘

┤ゅ᪉ྥ䛛䜙㻡䡚㻞㻜㼻ഴ䛡䜛

㖡⟶
䜝䛖ᮦ

㕲䝣䝷䞁䝆

⅖䛾≺䛔఩⨨

䜝䛖䛾ゅᗘ─ 167 ─

資料編

2.

事故事例
1）アセチレン溶接器事故事例
出典：経済産業省 中部近畿産業保安監督部近畿支部
発生年
月

事故の種類

事故の概要

原因

再発防止対策

爆発

鉄工所が個人住宅の駐車場の鉄骨組立て工事を行っていた。午後2時頃
溶断器でアセチレンを使用したとこ
ろ火炎の色が正常でなく、またうまく切断できないためアセチレンの使用を中止した。その後、容器が熱くなり、容器が膨らんだため、作業員が水をかけたが、危険を感じ避難しようとしたところアセチレン容器が爆発し、作業員3名が火傷を負い住宅1戸が半焼し、付近の住民が爆風により壊れたガラス等により軽傷を負った。事故当時は真夏日で外気温は33℃と高かった。

逆火防止器の
未接着

整備徹底、社
員教育の徹底噴出／漏洩／火災

アセチレンガスと酸素ガスによる溶断作業中、アセチレンホースが破断し漏洩したガスが発火、逆火し、アセチレン容器の安全弁から出火した。その火が酸素容器に当たり、酸素容器上部が溶けた。

安全認識不足、 安全教育徹底、機器類の安全逆火防止の動
点検実施
作不良

火災

工場内に置いてあったアセチレン容器のバルブの締めが不十分なためガス漏れが生じ、近くで作業していた
グラインダーの火花が引火した。

認知確認のミス

取扱い注意徹
底

H17.5

火災

溶断作業後、アセチレン及び酸素容器の調整器付近のホースが燃えているのに気付き、酸素容器は元弁を閉止しホースの火は消したが、アセチ
レン容器は逆火した。

認知確認のミス、点検不良

点検徹底

H17.9

その他

ガス溶断作業中に逆火により切断器の酸素側逆止弁が溶断し、作業員1名が熱傷による軽傷を負った。

劣化、取扱い
不備

整備徹底、社
員教育の徹底火災

自動車解体場において、アセチレン
溶断のため手動ガス切断機に点火したところ、約5メートル離れたアセ
チレン容器に引火し、容器が炎に包まれた。火勢が弱まったところで粉末消火器により鎮火させたが、アセチレンガス6.3kg容器2本、酸素ガス
7㎥容器1本等が焼損した。

認知確認のミス、点検不良保安教育の実
施

H11.8

H17.1

H17.3

H17.12

─ 168 ─資料編2）酸素容器（ボンベ）関連の事故事例
出典：高圧ガス保安協会

発生年
月

事故の概要

H15.7

民間の産廃焼却施設の高圧酸素ボンベ周辺で、23日午後6時20分ごろ、「ボン」という音がした。近くの作業員が駆け付けると、保守点検作業中の会社員（20）が倒れていた。作業員はのどに大けがをしていて意識不明の重体。
警察の調べでは、事故があったのは酸素ボンベ9本から1本の管に高圧酸素を送り込む装置。管周辺の調整具が飛んでおり、被災者ののどをボルトのようなものが直撃したらしい。

H8.3

25日午前11時45分ごろ、福岡県の高圧ガス製造業で酸素ボンベが破裂し、爆風で同センター下請け会社員（61）が死亡、同僚がけがをした。
警察などの調べでは、破裂したボンベは高さ約90cm、直径約20cmの円筒形。アルミ製で容量は10ℓ。病院で患者の酸素吸入に使う医療用のものという。

S63.10

6日午後1時すぎ、工事用の車に積んであった酸素ボンベが爆発し、建設会社社員1人がけがをした。同病院では配管工事をしており、事故を起こしたボンベは、この工事に使われるものとみている。

─ 169 ─資料編3）その他の事故事例
出典：高圧ガス保安協会

空調設備の室外機の修理中に発生した爆発事故
発生年
月

事故の概要

H9.5

5月13日、X社のAサービス店に空調設備が不調である旨の連絡があり点検を行った
ところ、室外機のモーターから異音が発していた。モーター交換の必要性を感じて、その旨をX社に連絡した。15日、Aサービス店は、空調設備のガス漏れを調べるため
気密試験を行うこととし、室外機側と室内吹出口側とを遮断して窒素ガスで加圧した。加圧作業中、窒素ガスが不足したため、代わりに酸素ガスで25kg/cm2まで加圧してそのまま放置した。翌16日、圧力変化を確認したところ、室外機側は圧力を維持していたが、室内吹出口側は圧力が15kg/cm2まで下がっていた。室内吹出口側に漏れがあることを確認し、この旨をX社に連絡し、酸素ガスによる加圧状態はそのまま放置した。X社は、18日に空調設備の修理を行うことを決めたが、Aサービス店の都合が付かなかったため、Bサービス店に作業の一部を請け負わせた。18日午前、室内吹出口側のガス漏れ箇所を特定するための作業を実施した。午後、X社及びBサー
ビス店は室外機の圧縮機を取替えるため、アセチレンバーナで配管のろう付部を加熱した。その瞬間に爆発した模様である。

・同じ冷凍設備のろう付部より2回発生の冷媒漏えい事故事例（その１）①発生日時：平成25年1月7日②事故概要：
冷凍機が冷媒圧力の低下により自動停止したため点検したところ、圧縮機吸引側配管の接続部（ろう付部）から冷媒ガスが全量（15kg）放出されたことが判明した。
漏えい個所の圧縮機吸入側の配管接続部（ろう付部）を分離して検査したところ、ろう材が十分回り込んでいない箇所があることが判明した。
原因は、この部分が圧縮機の振動等により亀裂を生じ、漏えいに至ったものと推定される。
原因は、<製作不良>③人身被害：なし（その２）①発生日時：平成25年1月24日②事故概要：
1月7日の事故後、1月17日に漏えい個所の圧縮機吸引側配管の接続部（ろう付部）を補修し、気密検査後に冷凍機の運転を再開した。1月24日に運転中、補修したろう付箇所から冷媒ガスが放出された。回収業者に依頼し、冷媒ガス3.4kgを回収した。
原因は、漏えい個所のろう付補修作業で、補修前にろう材が十分に回り込んでいない箇所の表面処理を徹底しなかったため、前回同様この部分の溶接が不良となり、圧縮機の振動等により亀裂を生じ、漏えいに至ったものと推定される。
原因は、<施工管理不良>③人身被害：なし

─ 170 ─

資料編

3.

冷媒漏えい箇所集計

平成26年度経産省委託事業「指導者研修会」で実施したアンケートにて、冷凍空調機器
設備の中で、実務経験上冷媒ガス漏れ個所の多いと思われる部位を記述集計した。
配管施工現場での、フレア継手、ろう付溶接部からの漏えいが約半数あり。
配管施工現場における漏えい対策で、ろう付溶接向上が如何に重要か表れている。

順番

漏洩箇所

数量

％

1

フレア継手

36

34.6%

2

熱交換器のＵベンド

28

26.9%

3

キャピラリチューブ

13

12.5%

4

配管溶接部

11

10.6%

5

Ｏリング、 ガスケット

4

3.8%

6

空冷凝縮器

3

2.9%

7

配管振動による擦れ、 ヒビ割れ

2

1.9%

7

機械式継手とフランジ

2

1.9%

7

圧縮機

2

1.9%

10

溶栓と安全弁

1

1.0%

10

圧力スイッチ

1

1.0%

10

電磁弁

1

1.0%

合計

─ 171 ─

104

資料編

4.

CO2冷媒を使用した機器に関する基礎知識─ 172 ─資料編

─ 173 ─

資料編

＜最近の情報＞
米国 300店舗
ヨーロッパ 6,000店舗

─ 174 ─

資料編

・ローソングループ
2016年7月末現在
累計1,500店舗
・パナソニック
2016年現在 2,000台強・サンデン
2016年現在 200台以上

─ 175 ─資料編

─ 176 ─資料編

─ 177 ─資料編

─ 178 ─資料編

─ 179 ─資料編

─ 180 ─資料編

─ 181 ─資料編

─ 182 ─資料編

─ 183 ─資料編

─ 184 ─資料編

─ 185 ─資料編

─ 186 ─資料編

─ 187 ─資料編

─ 188 ─資料編

─ 189 ─資料編

─ 190 ─資料編

─ 191 ─資料編

─ 192 ─資料編

─ 193 ─資料編

─ 194 ─資料編

─ 195 ─資料編

─ 196 ─資料編

─ 197 ─資料編

─ 198 ─

資料編

5.

ろう付切断面評価

平成26年度冷媒管理技術向上支援事業における、銅管ろう付施工指導者研修会にてろう付後の銅配管切断面の評価を実施しました。
下記に、ろうの浸透状態の良い例、不良の例を参照願います。
①

ろう付け後の銅配管外部評価②

ろう付け後の銅配管外部及び切断面評価③

ソケット部切断面評価（浸透の良い例）④

チーズ部切断面評価（浸透の良い例）⑤

チーズ部切断面評価（浸透不良の例）⑥

チーズ部切断面（銅管差し込み不足の例）

─ 199 ─

引用文献
１）銅配管ろう付マニュアル
一般社団法人 日本溶接協会 ろう部会
２）ガス溶接実習書（改定版第２版） パワー社
３）JIS銀ろう付 受験の手引
一般社団法人 日本溶接協会 広報出版委員会
４）はじめてのろう付
産報出版５）冷凍空調設備の冷媒配管工事−施工標準−
一般社団法人 日本冷凍空調設備工業連合会
６）業務用冷凍空調機器第二種冷媒フロン類取扱技術者講習テキスト
一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構

経済産業省の委託事業「冷媒管理技術向上支援事業」により作成したものです。

施工技術の手引き
平成 27 年 2 月 28 日

初

版

発行

平成 27 年 080 月 26 日

第２版

発行

平成 28 年 080 月 31 日

第３版

発行

編集・発行 一般社団法人 日本冷凍空調設備工業連合会〒105-0011
東京都港区芝公園3 丁目 5 番 8 号（機械振興会館）
TEL.03-3435-9411

FAX.03-3435-9413

URL. http://www.jarac.or.jp
e-mail. info@jarac.or.jp

印刷・製本 巴工芸株式会社

H28ᖺᗘ㖡⟶䜝䛖௜ᢏ⾡ㅮ⩦఍ᐇ⩦せ㡿᭩ࡣࡌࡵ࡟㸦ᐇ⩦᪉ἲ㸧

ᖹᡂ28ᖺ9᭶16᪥

1䠊 1఍ሙ䛾ཷㅮ⪅䛿10ྡ䡚12ྡ䛸䛩䜛䚹
2㸬 10ྡ䡚12ྡ䜢3䜾䝹䞊䝥䛻ศ䛡䜛䚹
3㸬 28఍ሙ䛻䛶ィ⏬䚹
4㸬 ㅮᖌ䛿1䜾䝹䞊䝥䛻1ྡ䛷ཷㅮ⪅䜢ᩍ⫱䛧䚸1఍ሙ䛷3ྡ௨ୖ䛸䛩䜛䚹Ϩ㸬ࠉ౑⏝ᮦᩱཬࡧᕤල㢮1㸬౑⏝ᮦᩱ
Ɋ

ရࠉࠉྡ

1

㖡⟶
㸦ࡾࢇ⬺㓟㖡⥅┠↓⟶㸧࢟ࣕࣆࣛࣜࢳ࣮ࣗࣈ
TA255BA-1㸦20m㸧
㖡⟶䠄䜚䜣⬺㓟㖡⥅┠↓⟶䠅㖡⟶䠄䜚䜣⬺㓟㖡⥅┠↓⟶䠅⁐᥋⏝㖡⟶⥅ᡭ㸦ࢯࢣࢵࢺ㸧
⁐᥋⏝㖡⟶⥅ᡭ㸦ࢯࢣࢵࢺ㸧

JIS B 8607ࠉእᚄ9.52mm⫗ཌ0.8mmࠉ㛗ࡉ150mm
እᚄ2mm×ෆᚄ1mm
㛗ࡉ150mm
JIS B 8607ࠉእᚄ25.4mm⫗ཌ1.0mmࠉ㛗ࡉ150mm
JIS B 8607ࠉእᚄ38.1mm⫗ཌ1.35mmࠉ㛗ࡉ150mm

7

2
3
4
5

ᑍࠉࠉἲ

ᩘࠉ㔞
1ᮏ
2ಶ
10 ᮏ
8ᮏ

25.4mm䠄ணഛ1ಶྵ䠅

6ಶ

38.1mm䠄ணഛ1ಶྵ䠅

6ಶ┿㘷〇⟶⥅ᡭ

୧✰ᚄǗ25.6ࠉ㛗ࡉ70mm

1ಶ

8

CO2㖡⟶

Ǘ19.05×1.3t×150mmL

2ᮏ

9

CO2㖡⟶

Ǘ12.7×2.4t×150mmL2ᮏ

19.05mm1ಶ

12.7mm

1ಶ

6

10
11

⁐᥋⏝㖡⟶⥅ᡭ㸦CO2㸧㸦ࢯࢣࢵࢺ㸧
⁐᥋⏝㖡⟶⥅ᡭ㸦CO2㸧㸦ࢯࢣࢵࢺ㸧

12⁐᥋Წ㸦ࡾࢇ㖡ࢁ࠺㸧

13⁐᥋Წ㸦ࡾࢇ㖡ࢁ࠺㸧

14⁐᥋Წ㸦㖟ࢁ࠺㸧

Ǘ2.4ࠉ500mmࠉBCuP-3㐺ྜࢁ࠺௜ ᗘࠉ720㹼815Υ
Ǘ1.6ࠉ500mmࠉBCuP-3㐺ྜࢁ࠺௜ ᗘࠉ720㹼815Υ
Ǘ2.0ࠉ500mmࠉ㖟30%ࢁ࠺௜ ᗘࠉ768㹼870Υ

─1─

㻝㻌䝨䞊䝆

7ᮏ
0.5 ᮏ
0.5 ᮏ

1䠊 ୍ே࠶ࡓࡾࡢᩘ㔞ࠋ2㸬 㖡⟶ࢧ࢖ࢬࡣእᚄ25.4mmࠊእᚄ38.1mmࡢ2✀㢮ࠋ
3㸬 እᚄ25.4mmࡔࡅࡣ┿㘷〇ࢯࢣࢵࢺ㖟ࢁ࠺௜ࢆ⾜࠺ࠋ4㸬 CO2⏝㖡⟶ࢧ࢖ࢬࡣእᚄ19.05mmࠊእᚄmm12.70ࡢ2✀㢮ࠋ
5㸬 㖡⟶ࢧ࢖ࢬእᙧ9.52mm࡟࢟ࣕࣆࣛࣜࢳ࣮ࣗࣈእᚄ2mmࠊ2ᮏࢆᕪ䛧㎸䜣䛷䜝䛖௜䜢⾜䛖䚹

2㸬⁐᥋ᶵཬࡧ㐨ල㛵ಀ
ရࠉࠉྡ

ᑍࠉࠉἲ

ᩘࠉ㔞

1

㓟⣲࣎ࣥ࣋

7m

3

1ᮏ

2

࢔ࢭࢳࣞࣥ࣎ࣥ࣋

7kg

1ᮏ

3

❅⣲࣎ࣥ࣋

7m3

2ᮏ

4

㓟⣲⏝ᅽຊㄪ⠇ჾ

1ಶ

5࢔ࢭࢳࣞࣥ⏝ᅽຊㄪ⠇ჾ1ಶ

6

㓟⣲࣭࢔ࢭࢳࣞࣥ⏝࣮࣍ࢫ

4 ࢭࢵࢺ

7

྿⟶㸦୰ᆺ㸧

8

ࣛ࢖ࢱ࣮

3ಶ

9

ࢥࢵࢡࣁࣥࢻࣝ

2ಶ

10

୓ຊ

11

ࢁ࠺௜⁐᥋⏝సᴗྎ࣭㐽ⶸᯈ ᢡࡾ␚ࡳᘧ

3ྎ

12❅⣲ࣈ࣮ࣟ⿦⨨సᴗྎ࡟タ⨨

3ྎ

13㖡⟶ᨭ࠼ྎᗙ

Ỉᖹᨭ࠼㧗ࡉ30㹼45cm

3ྎ

14

࣏㺎㺞㺪㺼㺷㺔㺼㺛ศ㓄ჾ࣭G103ᆺ 㓟⣲࣭࢔ࢭࢳࣞࣥ⏝1ಶ

15❅⣲࢞ࢫศ㓄ჾ

ศᒱᩘ6

1ಶ

16

❅⣲ὶ㔞ㄪ⠇ჾ❅⣲ࣈ࣮ࣟ⏝

1ಶ

17ⅆཱྀ

#200ࠉ250ࠉ400

18

ࢳࢵࣉࢯ࣮

㖡⟶ษ᩿⏝

1ྎ

19

ࣂࣥࢻࢯ࣮

㖡⟶⦪᪉ྥษ᩿⏝1ྎ

20

࢞ࢫ₃ࢀ᳨▱ᾮࢠ࣏ࣗࣇࣞࢵࢡࢫ

2ᮏ

B01ྕ

3ಶ

1㹼2 ྎ

ͤࠉ୍఍ሙᙜࡓࡾࡢᚲせᩘࠋ

─2─

㻞㻌䝨䞊䝆

ྛ3 ಶ

⌧
ᆅ
࡛
ㄪ
㐩

⌧
ᆅ
࡛
೉
⏝

3㸬୺࡞ᕤල㢮
ရࠉࠉྡ

ᑍࠉࠉἲ

ᩘࠉ㔞

150ࠉ200ࠉ250ࠉ300mm

ྛ1

1ࣔࣥ࢟㸫ࣞࣥࢳ

2ࢥࣥ࣋ࢵࢡࢫ

3

ࣁ࣐࣮ࣥ

350mm

3

4

㈏㏻࣐࢖ࢼࢫࢻࣛ࢖ࣂ࣮

5.5×100mm

3

5

ࣉࣛ࢖ࣖ㸫

200mm

3

6

࢟ࣕࣆࣛࣜࢳ࣮ࣗࣈ࢝ࢵࢱ࣮
඲㛗ࠉ135mm

3

7࢛࣮࢘ࢱ࣮࣏ࣥࣉࣉࣛ࢖ࣖ㸫
250mm

3

8

ࣇࣞ࢟ࢩࣈ࣑࣮ࣝࣛ

࣑࣮ࣛࢧ࢖ࢬࠉǗ55mm

39ࣃ࢖ࣉ࢝ࢵࢱ࣮

4.76㹼41.28mm

310኱ᆺࢳ࣮ࣗࣈ࢝ࢵࢱ࣮

4.76㹼44.45mm

111㖡⟶࣮࣐࣮ࣜ㸦ࣖࢫࣜ௜㸧 3㹼22mm

12኱ཱྀᚄࣃ࢖ࣉ⏝࣮࣐࣮ࣜ

13ࢫࢡ࣮ࣞࣃ࣮

14㔠ษࣀࢥล㛗ࡉࠉ250mm

1

15

ࣀࢥࡢṑ

ลᩘ24ᒣࠉ2ᮏධࡾ

1

16

5ᮏ⤌ࣖࢫࣜࢭࢵࢺ

TA753TS117ࣂࣥࢻࢯ࣮᭰ล

SBBM-14ࠉ18513-14003

1

18⁐᥋⏝సᴗ⏝ࢩ࣮ࢺ

⪏⇕

ᗘ250Υ

3

19

⁐᥋⏝㐽ග࣓࢞ࢿ

㐽ගᗘᩘࠉ#3

4

20

ಖㆤ࣓࢞ࢿ

㏱᫂

3

21

㠉ᡭ⿄

∵⾲㠉ࠉ㹊ࢧ࢖ࢬ

322⁥ࡾ࡜ࡵ௜ᡭ⿄㸦㌷ᡭ㸧23❅⣲࢞ࢫ⏝㛤㛢ᘚ࣮࣎ࣝࣂࣝࣈ

324ࢳ࣮ࣕࢪ࣮࣍ࢫ

92cmࠉ3ᮏࢭࢵࢺ

1

25ࣈ࣮ࣞࢻ࣮࣍ࢫ㸦⥙ධࡾ㸧 4m×ෆᚄ8mm

3

26

1/4ࣟࣥࢢࢳ࣮ࣕࢪ࣮࣍ࢫ

5m

1

27

ࣇࣞ࢔࢔ࢲࣉࢱ࣮

ࢳࢵࢯࣈ࣮ࣟ⏝128

ᾘⅆ⏝Ỉࣂࢣࢶ

29ࣈ࣮ࣝࢩ࣮ࢺ

2.7×2.7130ࢼ࢖ࣟࣥࡓࢃࡋ

⁐᥋๓ࡢ㖡⟶ࡢ☻ࡁ⏝

6

31

࢚࢘ࢫ

ࢩ࢚ࣟ࢘ࢫ

3

32

ࣇࣛࢵࢡࢫ

┿㘷ࢯࢣࢵࢺ㖟ࢁ࠺௜ࡅ⏝333ࣇࣛࢵࢡࢫ⏝ࣁࢣ

㖟ࢁ࠺௜ࡅ

3

34

ᕤල⟽

425×235×205mm

1

1

10㹼54

1
1
3

3

2

ͤࠉ୍఍ሙᙜࡓࡾࡢᚲせᩘࠋ
─3─

㻟㻌䝨䞊䝆

ϩ㸬ࠉࢁ࠺௜సᴗ

సᴗ๓ࡢὀព஦㡯䞉 ᾘⅆჾ㸦B-10௨ୖ㸧࡜ᾘⅆ⏝Ỉࣂࢣࢶࢆ‽ഛࡍࡿࠋ䞉 సᴗሙ࡜⇞࠼ࡿࡶࡢࡣ5m௨ୖࡢ㊥㞳ࢆ࡜ࡿࠋ䞉 ㄪᩚჾࡢ2ḟഃᅽຊࡣࠊ㓟⣲0.3MPaࠊ࢔ࢭࢳࣞࣥ0.03MPa࡟ㄪ⠇ࡍࡿࠋ
࢞ࢫ₃ࢀࡢ᳨ᰝ࡟ࡣ᳨▱ᾮ㸦ࢠ࣏ࣗࣇࣞࢵࢡࢫ㸧ࢆ౑ࡗ࡚⾜࠺ࠋ䞉 ྿⟶ࡢᥱࡾ᪉ࠊࢸ࢟ࢫࢺ93࣮࣌ࢪᅗ2.51ࢆཧ↷ࠋ䞉 Ⅼⅆࡣࠊඛ࡟࢔ࢭࢳࣞࣥ࢞ࢫࢆฟࡋ࡚Ⅼⅆࡋࠊḟ࡟㓟⣲ࢆฟࡍࡇ࡜ࠋ
ᾘⅆࡣඛ࡟㓟⣲ࢆṆࡵࠊḟ࡟࢔ࢭࢳࣞࣥ࢞ࢫࢆṆࡵࡿࠋ䞉 ࢁ࠺௜ࡀጞࡲࡿ࡜ክ୰࡟࡞ࡾࠊࢁ࠺Წࡀ▷ࡃ࡞ࡾ㐣ࡂࡓࡲࡲసᴗࢆ
⥆ࡅࡿ࡜༴㝤࡞Ⅽࠊࢁ࠺Წࡀ100mm⛬ᗘ࡟࡞ࡗࡓࡽࠊ᪂ရࡢ
ࢁ࠺Წ࡜ࡘ࡞ࡂྜࢃࡏ࡚౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ͤࠉࢁ࠺Წࡣ7ᮏ/ேࠊ࢟ࣕࣆ⏝ࢁ࠺Წࠊ㖟ࢁ࠺Წࡣ1/2ᮏᨭ⤥䞉 సᴗᖗᏊࠊಖㆤᡭ⿄ࠊಖㆤ࣓࢞ࢿࢆ╔⏝ࡍࡿࡇ࡜ࠋ䞉 ⮬ศࡶࡸࡅ࡝ࢆࡋ࡞࠸ࠋ௚ே࡟ࡶࡸࡅ࡝ࢆ㈇ࢃࡉ࡞࠸ࡇ࡜ࠋ䞉 ࣂࣥࢻࢯ࣮ࡢྲྀᢅ࠸࡟༑ศὀពࢆࡋ࡚ࠊಖㆤ࣓࢞ࢿࠊಖㆤᡭ⿄ࢆ╔⏝ࡋࠊ஦ᨾ࣭ࢣ࢞ࡢ↓࠸ࡼ࠺࡟⾜࠺ࡇ࡜ࠋ

─4─

㻠㻌䝨䞊䝆

సᴗ1

25.4mm㖡㓄⟶࡜ࢯࢣࢵࢺࡢࢁ࠺௜ཬࡧᾐ㏱☜ㄆࢁ࠺௜సᴗ᫬㛫㸸❧࡚⟶ࠉ7ศ㸪Ỉᖹ⟶ࠉ7ศࠉࠉࠉษ᩿࣭ホ౯㸸3ศࡾࢇ㖡ࢁ࠺Წ౑⏝㛗ࡉ┠Ᏻ㸸25.4mmࡢሙྜ10cm/⟠ᡤ㸦1ே2ᮏ௨ෆ㸧

ྡ⛠

グྕ

ྡ⛠

グྕ

ᮦᩱճ25.4mm㖡⟶150mmLᮦᩱյࢯࢣࢵࢺ

ⅆཱྀ␒ྕ㸸250
ᮦᩱճ25.4mm㖡⟶ࠉ150mmL6ᮏࠊյࢯࢣࢵࢺ4ಶ

సရ᏶ᡂᅗ

յษ᩿

䐠䜝䛖௜䛡

䐟䜝䛖௜䛡

25.4mm㖡⟶150mmL

ୖ
ࢯ
ࢣ
䣹
ࢺ

ᬑ
ẁ
ࡢ
ࢁ
࠺
௜
ࡅ

䐢ษ᩿
䐤㖡⟶

䐦䜝䛖௜䛡
䐥䜝䛖௜䛡

ୗ
ࢯ
ࢣ
䣹
ࢺ

䝉䝑䝖᪉ྥ䜢
䛡䛜䛔䛶䛚䛟

䐩䚸䐪䜝䛖௜䛡䐯䚸䐰䜝䛖௜䛡䝉䝑䝖᫬ୖ᪉ྥ䛻༳䜢䛡䛜䛔䛶䛚䛟

տ
ษ
᩿

ᕥ
ഃ
ࢯ
ࢣ
䣹
ࢺ

վ
ษ
᩿

ྑ
ഃ
ࢯ
ࢣ
䣹
ࢺ

(2)Ỉᖹ⟶ࡢࢁ࠺௜ྑഃռւࠉ2ࣨᡤᕥഃջցࠉ2ࣨᡤ䠄1䠅❧䛶⟶䛾ୖྥ䛝䜝䛖௜䛡䐟䐥䚷2䞄ᡤࠉࠉୗྥࡁࢁ࠺௜ղոࠉ2ࣨᡤ

─5─

㻡㻌䝨䞊䝆

ᡭ㡰
㸦1㸧❧࡚⟶ࡢࢁ࠺௜1ᅇ┠ࡣᬑẁ㏻ࡾࡢࢁ࠺௜ࡅసᴗᐇ᪋

ձࠉᕥഃࡢࢯࢣࢵࢺ2ಶ࡟㖡⟶3ᮏࢆᕪࡋ㎸ࡳࠊࡑࢀࢆ❧࡚ࠊࠉࠉୖࡢࢯࢣࢵࢺ࡛ୖྥࡁࡢࢁ࠺௜ࢆ⾜࠺ࠋղࠉḟ࡟ୖࡢࢯࢣࢵࢺ࡛ୗྥࡁࡢࢁ࠺௜ࢆ⾜࠺ࠋճࠉୖࡢࢯࢣࢵࢺࡢୖྥࡁ࡜ୗྥࡁࡢ⁐᥋㒊ࡢእほ᳨ᰝࢆࡍࡿࠋ
ࠉ㸦እほ᳨ᰝࡣࢸ࢟ࢫࢺ149࣮࣌ࢪ4㸬ヨ㦂᳨࣭ᰝࢆཧ↷㸧մࠉୖࡢࢯࢣࢵࢺࡢୗഃ㖡⟶ࡢ20mm఩ࡢ࡜ࡇࢁ࡛ษ᩿ࡍࡿࠋ
յࠉୖࡢࢯࢣࢵࢺࢆ⦪๭ࡾࡋ࡚ࠊࢁ࠺ࡀᾐ㏱ࡋ࡚ࠊ
ࠉࠉෆഃࣇ࢕ࣞࢵࢺࡀฟ᮶࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋնࠉմ࡛ษ᩿ࡋࡓṧࡾࡢ㖡⟶⣙130mmࢆୗࡢࠉࠉࢯࢣࢵࢺ࡟ᕪࡋ㎸ࡴࠋշࠉୗࡢࢯࢣࢵࢺࡢୖྥࡁࢁ࠺௜ࢆ⾜࠺ࠋոࠉୗࡢࢯࢣࢵࢺࡢୗྥࡁࢁ࠺௜ࢆ⾜࠺ࠋչࠉյࡢࡼ࠺࡟ୗࡢࢁ࠺௜ࡋࡓ㓄⟶ࢆ⦪๭ࡾࡋ࡚ࠊ
ࠉࠉࢁ࠺ࡢᾐ㏱࡜ෆഃࣇ࢕ࣞࢵࢺࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ
ᾐ㏱ホ౯ࢧࣥࣉࣝရ࡜ẚ㍑☜ㄆ

─6─

㻢㻌䝨䞊䝆

㸦2㸧Ỉᖹ⟶ࡢࢁ࠺௜ջࠉࢯࢣࢵࢺ2ಶ࡜㖡⟶ࢆ⤌ࡳ❧࡚࡚ࠊᕥࡢࢯࢣࢵࢺࡢᕥഃࡢ
ࠉࠉࢁ࠺௜ࢆࡍࡿࠋ
ռࠉᕥࡢࢯࢣࢵࢺࡢྑഃࡢࢁ࠺௜ࢆࡍࡿࠋ
սࠉᕥࡢࢯࢣࢵࢺࡢᕥഃ࡜ྑഃࡢ⁐᥋㒊ࡢእほ᳨ᰝࢆࡍࡿࠋ
ࠉ㸦እほ᳨ᰝࡣࢸ࢟ࢫࢺ149࣮࣌ࢪ4㸬ヨ㦂᳨࣭ᰝࢆཧ↷㸧վࠉ୰ኸࡢ㖡⟶ࡢᕥࡢࢯࢣࢵࢺ࠿ࡽ20mm⛬ᗘ࡛ษ᩿ࡍࡿࠋ
տࠉᕥࡢࢯࢣࢵࢺࡢࢁ࠺௜㒊ࢆ⦪๭ࡾࡋ࡚ࠊࢁ࠺ࡢᾐ㏱࡜
ࠉࠉෆഃࣇ࢕ࣞࢵࢺࡢ☜ㄆࢆࡍࡿࠋ
րࠉվ࡛ษ᩿ࡋ࡚ṧࡾࡢ㖡⟶130mm఩ࢆྑࡢࢯࢣࢵࢺ
ࠉࠉ࡟ᕪࡋࡇࡴࠋ
ցࠉྑࡢࢯࢣࢵࢺࡢᕥഃࡢࢁ࠺௜ࢆ⾜࠺ࠋւࠉྑࡢࢯࢣࢵࢺࡢྑഃࡢࢁ࠺௜ࢆ⾜࠺ࠋփࠉࢯࢣࢵࢺࡢྑഃ࡜ᕥഃࡢ⁐᥋㒊ࡢእほ᳨ᰝࢆࡍࡿࠋ
քࠉྑࡢࢯࢣࢵࢺࡢࢁ࠺௜㒊ࢆ⦪๭ࡾࡋ࡚ࠊࢁ࠺ࡢᾐ㏱࡜
ࠉࠉෆഃࣇ࢕ࣞࢵࢺࡢ☜ㄆࢆࡍࡿࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࢯࢣࢵࢺࡢୖ௜ࡅࢁ࠺௜2ᅇࠊୗ௜ࢁ࠺௜2ᅇࠊྑഃࢁ࠺௜2ᅇࠊᕥഃࢁ࠺௜2ᅇࡢࢁ࠺ࢆ⾜࠸ࠊࢯࢣࢵࢺࢆ
䜹䝑䝖䛧䛶᩿㠃ほᐹ䛧䚸ᾐ㏱䜢ホ౯䛩䜛᪉ᘧ䛷䛒䜛䚹
ᾐ㏱ホ౯ࢧࣥࣉࣝရ࡜ẚ㍑☜ㄆ

─7─

㻣㻌䝨䞊䝆

సᴗࡢὀព஦㡯䞉 ࢸ࢟ࢫࢺ92࣮࣌ࢪࡢ୰ᛶ⅖㸦ᶆ‽⅖㸧࡟ㄪᩚࡍࡿࠋ
䞉 ⅖ࡣ㖡⟶࡟ᑐࡋ࡚┤ゅ࡟ᙜ࡚ࡿࠋࢸ࢟ࢫࢺ138࣮࣌ࢪࡢᅗ4.31ࡢ㏻ࡾࠋ
䞉 ࢁ࠺ᮦࡀ㖡⟶࡟ࡠࢀ࡚ࠊᾐ㏱ࡍࡿࡓࡵ࡟
‫ە‬㖡⟶ࢆࡼࡃ☻࠸࡚ࠊΎί࡟ࡍࡿࠋ
‫ࡁࡍە‬㛫ࡀ㐺ṇ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋࢸ࢟ࢫࢺ71࣮࣌ࢪୗࡢ⾲୰ࡢࡍࡁ㛫A-D‫ࡀࣜࣂە‬᭷ࡿ࡜㝽㛫ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡾࠊࢁ࠺ࡢẟ⟶⌧㇟࡟ࡼࡿᾐ㏱స⏝ࠉࢆ㜼ᐖࡍࡿࠋ
௨ୖࡢ3㡯ࡣ㠀ᖖ࡟㔜せ࡞ࡢ࡛ࡋࡗ࠿ࡾ㢌࡟ධࢀ࡚సᴗࢆ⾜࠺ࠋ䞉 ண⇕⠊ᅖࡣࢸ࢟ࢫࢺ138࣮࣌ࢪࡢᅗ4.31ࡢ㏻ࡾࠋ㓄⟶ࡣࢯࢣࢵࢺ࠿ࡽ1/2Dࡢ࡜ࡇࢁ࠿ࡽࢯࢣࢵࢺࡢṆࡵ㒊ࡲ࡛ࢆ㯮㯮㉥Ⰽཪࡣᬯ
ᬯ㉥Ⰽ㸦600㹼650Υ㸧ࡲ࡛ຍ⇕ࡍࡿࠋ䞉 ᭦࡟ຍ⇕ࡋࠊ㉥㉥㯮Ⰽཪࡣῐ
ῐ㉥Ⰽ㸦760㹼850Υ㸧ࡲ࡛᪼ࢁ࠺ᮦࡀࢯࢣࢵࢺෆ㒊࡟ᾐ㏱ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊࢯࢣࢵࢺࡢ

ࡋ࡚ࠊࢁ࠺ࢆᕪࡍࠋ
ᗘࢆ㧗ࡃಖࡘࠋ( ᗘࡢ㧗࠸࡯࠺࡟ࢁ࠺ࡣὶࢀࡿᛶ㉁ࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸧䞉 ࢁ࠺௜ࡍࡿ๓࡟ࠊࢸ࢟ࢫࢺ139࣮࣌ࢪࡢ⾲4.10࡟ࡼࡾࠊࢁ࠺Წࡢ౑⏝㔞ࢆᴫ⟬࡛ࡘ࠿ࢇ࡛࠾ࡃࡇ࡜ࠋࢁ࠺Წࡢࢁ࠺௜౑⏝๓ࡢ㛗ࡉ࡜౑⏝ᚋࡢ㛗ࡉࡢᕪ㸦cm㸧࡛☜ㄆࡍࡿࠋ䞉 ࢸ࢟ࢫࢺ75࣮࣌ࢪࡢୖࡢᅗࡢࡼ࠺࡟㖡⟶࡜⥅ᡭࡢࡍࡁࡲ࡟ࠊࢁ࠺ࡀᾐ㏱ࡋ࡚ࠊ
ෆഃࣇ࢕ࣞࢵࢺࡲ࡛ࠊᙧᡂࡍࡿࠋ
䞉 ᾐ㏱ࡀ⤊ࢃࡗࡓࡽ⅖ࢆᙅࡵ࡟ࡋ࡚ࠊእഃࣇ࢕ࣞࢵࢺࢆᙧᡂࡍࡿࠋ
㸦680㹼780Υ㸧ࢸ࢟ࢫࢺ129࣮࣌ࢪᅗ4.19ཧ↷ࠋ

─8─

㻤㻌䝨䞊䝆

సᴗ2

38.1mm㖡㓄⟶࡜ࢯࢣࢵࢺࡢࢁ࠺௜࡜ᾐ㏱☜ㄆࢁ࠺௜సᴗ᫬㛫㸸❧࡚⟶ࠉ10ศ㸪Ỉᖹ⟶10ศࠉࠉษ᩿࣭ホ౯㸸3ศࡾࢇ㖡ࢁ࠺Წ౑⏝㛗ࡉ┠Ᏻ㸸38.1mmࡢሙྜ16cm/⟠ᡤ㸦1ே2ᮏ༙௨ෆ㸧ⅆཱྀ␒ྕ㸸400

సᴗࡢࡸࡾ᪉ࡣసᴗ1࡜ྠࡌࠋ
ࢁ࠺ࡢᾐ㏱ᗘྜ࠸ࡢホ౯☜ㄆࢆ⾜࠺ࠋ䊻䚷ᾐ㏱ホ౯䝃䞁䝥䝹ရ䛸ẚ㍑☜ㄆᮦᩱմ38.1mm㖡⟶150mmL6ᮏࠊᮦᩱնࢯࢣࢵࢺ4ಶ౑⏝సရ᏶ᡂᅗ

38.1㖡⟶150mmL

ࢯ
ࢣ
䣹
ࢺ

ࢯࢣࢵࢺ

(2)Ỉᖹࢁ࠺௜ࠉ4ࣨᡤ(1)ୖྥࡁࢁ࠺௜ࠉ2ࣨᡤୗྥࡁࢁ࠺௜ࠉ2ࣨᡤసᴗࡢὀព஦㡯䞉 సᴗࡢࡸࡾ᪉ࡣసᴗ1࡜ྠࡌ㡰ᗎ࡛࠾ࡇ࡞࠺ࠋ䞉 ࢧ࢖ࢬࡣ38.1mm࡛ࢸ࢟ࢫࢺ137࣮࣌ࢪ3.7.2㡯࡜142࣮࣌ࢪࡢ3.7.3㡯ࡢ୰㛫࡟࠶ࡓࡿࡢ࡛ࠊ㞴ࡋ࠸ࡀኴ࠸࡯࠺ࡢ3.7.3㡯ࢆཧ⪃࡟ࢁ࠺௜ࡍࡿࠋ
䞉 సᴗ1࡜సᴗ2࡛ࢁ࠺ࡢᾐ㏱ࢆ࣐ࢫࢱ࣮ࡍࡿࠋ䞉 ᚋࡢసᴗ3㹼6ࡣࡑࢀࡢᛂ⏝࡞ࡢ࡛ࠊࢁ࠺ࡢᾐ㏱ࢆ࣐ࢫࢱ࣮ࡋ࡚࠸ࢀࡤࠊ
ࢁ࠺௜ࡣ᏶⎍࡟ฟ᮶ࡿࠋ
─9─

㻥㻌䝨䞊䝆

సᴗ3

25.4mm㖡㓄⟶150mmL࡜┿㘷〇ࢯࢣࢵࢺࡢ㖟ࢁ࠺௜ࢁ࠺௜సᴗ᫬㛫㸸❧࡚⟶ࠉ7ศࠉࠉษ᩿࣭ホ౯㸸5ศⅆཱྀ␒ྕ㸸250

㖟ࢁ࠺Წ౑⏝㛗ࡉ┠Ᏻ㸸25.4mmሙྜ10cm/⟠ᡤ㸦1ேࠉ㸯/2ᮏ㸧ࢁ࠺௜ᚋ࡟እほ᳨ᰝࠊᾐ㏱ᗘྜ࠸ࡢホ౯☜ㄆࢆ⾜࠺ࠋᮦᩱճ25.4mm㖡⟶150mmL2ᮏࠊᮦᩱշ┿㘷〇ࢯࢣࢵࢺ1ಶ౑⏝సရ᏶ᡂᅗ
25.4mm㖡⟶㛗ࡉ150mm┿㘷〇ࢯࢣࢵࢺ㛗ࡉ70mm

సᴗࡢὀព஦㡯ࣇࣛࢵࢡࢫࡣ༑ศ࡟ሬᕸࡍࡿࡇ࡜ࠋ䞉 ࣮࣌ࢫࢺ≧ࡢࣇࣛࢵࢡࢫࡢሬᕸࡀᚲせࠋࢸ࢟ࢫࢺ118࣮࣌ࢪ2.5㡯ࠊཬࡧ146࣮࣌ࢪ3.8㡯㸦1㸧aཧ↷䞉 ࣇࣛࢵࢡࢫࡢሬᕸ⠊ᅖࠋࢸ࢟ࢫࢺ147࣮࣌ࢪᅗ4.43ࣇࣛࢵࢡࢫࡢሬᕸ᪉ἲࠋ䞉 ண⇕ࠊຍ⇕ཬࡧᕪࡋࢁ࠺ࡣࢸ࢟ࢫࢺ147࣮࣌ࢪ㸦3㸧ࠊ(4㸧࡜䝔䜻䝇䝖148䝨䞊䝆䛾3.9㡯ཧ↷䚹䞉 㖟ࢁ࠺௜ࡅࡢሙྜࠊ኱ࡁ࡞ࣇ࢕ࣞࢵࢺࡣᙧᡂࡉࢀ࡞࠸ࡢ࡛ࠊࣇ࢕ࣞࢵࢺ㒊ࡢ࡞ࡌࡳ୙Ⰻࠊࣆ࣮ࣥ࣍ࣝࠊ㓟໬ཬࡧࢁ࠺ᘬࡅ࡟ὀពࡍࢀࡤⰋ࠸ࠋ

─ 10 ─

㻝㻜㻌䝨䞊䝆

సᴗ4

CO2㖡㓄⟶ࡢࢁ࠺௜ࢁ࠺௜సᴗ᫬㛫㸸❧࡚⟶ࠉ7ศࠉࠉษ᩿࣭ホ౯㸸3ศⅆཱྀ␒ྕ㸸250ࡾࢇ㖡ࢁ࠺Წ౑⏝㛗ࡉ┠Ᏻ㸸25.4mmࡢሙྜ10cm/⟠ᡤ㸦1ேࠉ1ᮏ㸧ᮦᩱո19.05㖡⟶150mmL2ᮏࠊᮦᩱպCO2㓄⟶ࢯࢣࢵࢺ1ಶ౑⏝ᮦᩱչ12.7㖡⟶150mmL2ᮏࠊᮦᩱջCO2㓄⟶ࢯࢣࢵࢺ1ಶ౑⏝సရ᏶ᡂᅗ

19.05CO2㖡⟶150mmL

12.7mmCO2㖡⟶150mmL

CO2㓄⟶ࢯࢣࢵࢺ

సᴗࡢὀព஦㡯䞉 ࢯࢣࢵࢺࡢᤄධ௦ࡲ࡛ᤄධࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ䞉 㖡⟶ࡢ⫗ཌࡀཌ࠸ࡢ࡛ࠊ᪼

ࡣ༑ศ᫬㛫ࢆ᥃ࡅ࡚⾜࠺ࠋ䞉 ண⇕ࠊຍ⇕ཬࡧᕪࡋࢁ࠺ࡣࢸ࢟ࢫࢺ137࣮࣌ࢪࢁ࠺௜せ㡿3.7.2ࡢձ࠿ࡽմ㡯ཧ↷ࠋ䞉 ࢸ࢟ࢫࢺ180࣮࣌ࢪCO2෭፹ࢆ౑⏝ࡋࡓᶵჾࡢタ⨨ᕤ஦㸦2㸧a)㹼h)ཧ↷─ 11 ─

㻝㻝㻌䝨䞊䝆

సᴗ5࢟ࣕࣆࣛࣜࢳ࣮ࣗࣈࡢࢁ࠺௜

ࢁ࠺௜సᴗ᫬㛫㸸Ỉᖹࠉ5ศࠉࠉษ᩿࣭ホ౯㸸3ศⅆཱྀ␒ྕ㸸200ࡾࢇ㖡ࢁ࠺ᲬǗ1.6౑⏝㛗ࡉ┠Ᏻ㸸ࠉ2cm/⟠ᡤ

ᮦᩱձ9.52mm㖡⟶150mmL1ᮏᮦᩱղ2mm࢟ࣕࣆࣛࣜࢳ࣮ࣗࣈ150mmL2ᮏ
࢟ࣕࣆࣛࣜࢳ࣮ࣗࣈෆࡢワࡲࡾ᭷↓ࠊ䝏䝳䞊䝤䛜⁐䛡䛶䛺䛔䛛䛾እほ᳨ᰝ䚹

సရ᏶ᡂᅗ
⣙䠎䠑

䠍䠌

ษ᩿

࢟ࣕࣆࣛࣜࢳ࣮ࣗࣈ2ᮏ
ࢁ࠺௜

㸦ᶓ࠿ࡽ㸧

⣙㻟㻜

ᡭ㡰
ձ࢟ࣕࣆࣛࣜࢳ࣮ࣗࣈࡢᤄධ㛗ࡉࡣ⣙25mm࡜ࡍࡿࠋղ9.52mmࡢ㖡⟶࡜࢟ࣕࣆࣛࣜࢳ࣮ࣗࣈࡢ㔜ࡡ௦ࡣ10mm࡜ࡍࡿࠋ─ 12 ─

㻝㻞㻌䝨䞊䝆

ࠉࠓ࠿ࡉࡡ௦ࡢຍᕤࠔ
ࠉ࢖㸧9.52mmࡢ㖡⟶ࢆ୓ຊࠊࣉࣛ࢖ࣖ㸫➼࡛ᴃ෇ᙧ࡟₽ࡍࠋࠉࠉࠉ₽ࡍ㛗ࡉࡣ10mm࡛࢟ࣕࣆࣛࣜࢳ࣮ࣗࣈࡀධࡿ఩࡟ࡍࡿࠋ
ࠉࣟ㸧₽ࡋࡓ㖡⟶࡟࢟ࣕࣆࣛࣜࢳ࣮ࣗࣈ2ᮏࢆ⣙25mmᤄධࡍࡿࠋ
ࠉࣁ㸧ᤄධࡋࡓ࢟ࣕࣆࡀື࠿࡞࠸ࡼ࠺࡟
ࠉࠉࠉ㈏㏻࣐࢖ࢼࢫࢻࣛ࢖ࣂ࣮ࢆ฼⏝ࡋ࡚ࠉࠉࠉ㖡⟶ࢆ8ࡢᏐࡢࡼ࠺࡟₽ࡋ࡚ࠊ௬Ṇࡵࢆ⾜࠺ࠋࠉࠉࠉ8ࡢᏐࡣ10mmࡢ㛗ࡉࡲ࡛ࠊࢁ࠺ࡀᾐ㏱ࡋ࡚ࡍࡁࡲࡀ
ࠉࠉࠉᆒ୍࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟ࠊࡲࡓኴ࠸⟶ࡀࠊ⣽࠸࢟ࣕࣆࢆ
ࠉࠉࠉໟࡳ㎸ࡴࡼ࠺࡟ࣁ࣐࣮࡛ࣥ㈏㏻࣐࢖ࢼࢫࢻࣛ࢖ࣂ࣮
ࠉࠉࠉࢆຊຍῶࡋ࡞ࡀࡽ྇ࡁᑡࡋࡎࡘ₽ࡍࠋճࠉ㔜ࡡ௦ࡢຍᕤࡀ᏶஢ࡋࡓࡽࠊࢁ࠺௜ࢆ⾜࠺ࠋմࠉࢁ࠺ࡀෆ㒊ࡲ࡛ᾐ㏱ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࠊ㖡⟶ࢆࢁ࠺௜㒊࠿ࡽࠉࠉࠉ⣙30mmࡢᡤࢆษ᩿ࡋ࡚ホ౯☜ㄆࡍࡿࠋసᴗࡢὀព஦㡯䞉 ࢟ࣕࣆࣛࣜࢳ࣮ࣗࣈࢆ⁐࠿ࡉ࡞࠸ࡼ࠺࡟ⅆཱྀࡣ200␒ࢆ౑⏝ࡍࡿࠋ䞉 ࢁ࠺ࡀᾐ㏱ࡍࡿࡼ࠺࡟࢟ࣕࣆࢆᤄධࡋࡓ࡜ࡇࢁࡲ࡛ண⇕ࡍࡿࠋ䞉 ࢁ࠺Წࢆ౑࠸㐣ࡂ࡚࢟ࣕࣆࡀࢁ࠺࡛ワࡲࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟ὀពࡍࡿࠋ

─ 13 ─

㻝㻟㻌䝨䞊䝆

సᴗ6๓㠃࠿ࡽࡢ㖡㓄⟶ࡢࢁ࠺௜ࢁ࠺௜సᴗ᫬㛫㸸25.4mm 8ศ㸪38.1mm 12ศ ษ᩿࣭ホ౯㸸3ศࡾࢇ㖡ࢁ࠺Წ౑⏝㛗ࡉ┠Ᏻ㸸16cm/⟠ᡤ㸦1ே1ᮏ༙௨ෆ㸧ⅆཱྀ␒ྕ㸸250㸪400

ᮦᩱճ25.4mm㖡⟶150mmL2ᮏࠊᮦᩱյࢯࢣࢵࢺ1ಶ౑⏝㸦ணഛ1ಶ㸧ᮦᩱմ38.1mm㖡⟶150mmL2ᮏࠊᮦᩱնࢯࢣࢵࢺ1ಶ౑⏝㸦ணഛ1ಶ㸧⁐᥋ࡍࡿ࡜ࡁ࡟㊊ࡢ఩⨨ࢆỴࡵ࡚ࠊ⛣ືࡋ࡞࠸࡛ࢁ࠺௜ࡍࡿࠋ
㖡⟶ࡢ⿬ࡣࠊ㙾➼ࢆ౑ࡗ࡚ࢁ࠺௜ࢆࡍࡿࠋ
᭱⤊☜ㄆ࡛ษ᩿ࡋ࡚ࢁ࠺ࡢᾐ㏱ᗘྜ࠸ࢆホ౯☜ㄆࡍࡿࠋసရ᏶ᡂᅗ
25.4mm㖡⟶150mmL

38.1mm㖡⟶150mmL
సᴗྎ
㐽ⶸᯈ

ࢯࢣࢵࢺ

๓㠃࠿ࡽࢁ࠺᥋

ࢯࢣࢵࢺ❅⣲ࣈ࣮ࣟ⿦⨨๓㠃࠿ࡽࢁ࠺᥋
ͤ❅⣲ࣈ࣮ࣟ⿦⨨ࢆసᴗྎࡢ➃࡟ࠉྜࢃࡏ࡚ྲྀࡾ௜ࡅࡿࡇ࡜ࠋ

(1)ୖྥࡁࢁ࠺௜ࠉ1ࣨᡤୗྥࡁࢁ࠺௜ࠉ1ࣨᡤ᫬㛫㓄ศ࡟వ⿱᭷ࡿሙྜࡣࠊ౑⏝ྍ⬟࡞ᮦᩱ࡛㏣ຍసᴗࡍࡿࠋ

─ 14 ─

㻝㻠㻌䝨䞊䝆

సᴗࡢὀព஦㡯䞉 ᕪࡋࢁ࠺ࡣࠊࢁ࠺ࡢᾐ㏱సᴗ࡜ࣇ࢕ࣞࢵࢺᙧᡂసᴗࡢ2ẁ㝵࡟ศࡅ࡚ࠊ
ࡑࢀࡒࢀࡢసᴗࢆࡼࡾ☜ᐇ࡟⾜࠺ࠋ䞉 ᕪࡋࢁ࠺ࡣᕥഃ࡜ྑഃࡢ஧ࡘ࡟ศࡅ࡚⾜࠺ࠋ䞉 ᕪࡋࢁ࠺ࡣ㖡⟶ࡢ⿬ഃ࠿ࡽᕪࡋ࡚ࠊ๓࡟ὶࢀ࡚ࡃࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋᚋࢁࡼࡾ
๓ࡢ᪉ࡀᗘࡀ㧗࠸ࡢ࡛⿬ഃ࡟ࢁ࠺ࢆᕪࡍ࡜ᡭ๓࡟⮬↛࡟ὶࢀ࡚ࡃࡿࠋ䞉 ࢁ࠺Წࡣ㖡⟶ࡢ⿬ഃ࡟ᒆࡃࡼ࠺࡟㐺ᐅ᭤ࡆ࡚౑⏝ࡍࡿ➼ᕤኵࡍࡿࠋ
㛗ࡉࡀ㛗ࡍࡂࡿ࡜ࢁ࠺ࡢඛࡀⓗ☜࡟ᙜࡓࡽ࡞࠸ࠊ▷࠸࡜ࡍࡄ↓ࡃ࡞ࡿࡢ࡛ࠊ
๰ពᕤኵࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ䞉 ࢁ࠺ࡣẕᮦࡢᗘ࡛⁐࠿ࡍࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ┤᥋⅖࡛⁐࠿ࡉ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ⫢ᚰ࡛࠶ࡿࠋ

ࢁ࠺ᮦࡣࠊࣂ࣮ࢼ࣮࡛⇕ࡋࡓ᪉࡟ὶࢀࡿࠋ㸦ࢁ࠺ࢆὶࡋࡓ࠸᪉ࢆ⇕ࡍࡿ㸧䞉 ๓࠿ࡽࢁ࠺ࢆᕪࡍ࡜

ᗘᕪࡢ㛵ಀ࡛⿬ഃ࡟ࡣᅇࡾ࡟ࡃ࠸ࡢ࡛ὀព

ࡍࡿࡇ࡜ࠋ䞉 ࢯࢣࢵࢺࡢṆࡵ㒊ࡲ࡛༑ศ࡟ண⇕ࠊຍ⇕ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࢁ࠺ࡢᾐ㏱ࡣࠊసᴗ1࡜సᴗ2࡛Ꮫ⩦῭ࠋᐇ⩦⤊஢ᚋࠊᚋ∦௜ࡅࢆ⾜࠺ࠋ─ 15 ─

㻝㻡㻌䝨䞊䝆

MEMO

─ 16 ─